目  次
地域材を使用したコンクリート型枠用合板の開発・普及>平成  年度事業の概要@
１． 事 業 計 画 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
１ ． １  目 的 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
１ ． ２  事 業 実 施 体 制 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
１ ． ３  事 業 内 容 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
１ ． ３ ． １  検 討 委 員 会 の 開 催 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
１ ． ３ ． ２  調 査 対 象 の 選 定 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
１ ． ３ ． ３ 工 事 現 場で の 実 証 調査 … … … …… … … … …… … … … …… … … …  
１ ． ３ ． ４ 成 果 の 取り ま と め …… … … … …… … … … …… … … … …… … … …  
２ ．  予 測 さ れ る 事 業 効 果 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
３ ．  得 ら れ た 事 業 成 果 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
３ ． １  地 域 材 を 用 い た 型 枠 用 合 板 の 曲 げ 性 能 … … … … … … … … … … … …  
３ ． １ ． １ 供 試 合 板… … … … …… … … … …… … … … …… … … … …… … … …  
３ ． １ ． ２ 実 大 曲 げ剛 性 試 験 …… … … … …… … … … …… … … … …… … … …  
３ ． １ ． ３ 常 態 曲 げ強 度 試 験 …… … … … …… … … … …… … … … …… … … …  
３ ． １ ． ４ 湿 潤 時 の剛 性 ・ 耐 力残 存 率 … …… … … … …… … … … …… … … …  
３ ． １ ． ５  現 行 Ｊ Ａ Ｓ 規 格 基 準 に お け る 評 価 … … … … … … … … … … … … … 
３ ． １ ． ６ 塗 装 試 験… … … … …… … … … …… … … … …… … … … …… … … …  
３ ． １ ． ７ 評 価 結 果の ま と め …… … … … …… … … … …… … … … … … … … …  
３．２ 地域材を用いた型枠用合板の打設試験 …………………………… ……
３．２．１供試合板…………………………………………………………………
３．２．２打設試験場所……………………………………………………………     建築工事現場……………………………………………………………    土木工事現場……………………………………………………………
３．２．３打設試験の評価方法……………………………………………………
３．２．４評価結果…………………………………………………………………
３．３現地実証調査…………………………………………………………………
【建築工事現場】
３．３．１ 石狩湾新港発電所１号機新設工事のうち第２管理棟新設工事………
３．３．２ 岡山市内マンション建設（地上 15 階建て）……………………………
３．３．３ 愛媛県松山市内マンション建設（ 階建て）…………………………
【土木工事現場】
３．３．４ 三陸北部森林管理署久慈支署久喜地区治山工事………………………
３．３．５ 岐阜市内中部プラント水道処理棟ほか改築工事………………………

３．４ 成果のまとめと普及及び今後の課題………………………………………
３．４．１成果のまとめ……………………………………………………………
３．４．２成果の普及………………………………………………………………
３．４．３今後の課題………………………………………………………………

>平成  年度～平成  年度事業の概要（抜粋）@
４ ． 平 成   年 度 林 野 庁 補 助 事 業 現 場 … … … … … … … … … … … … … … …  
４．１ 建築工事現場………………………………………………………… ……
４．２ 土木工事現場………………………………………………………… ……
５ ． 平 成   年 度 林 野 庁 補 助 事 業 現 場 … … … … … … … … … … … … … … …  ５．１ 建築工事現場………………………………………………………… ……
５．２ 土木工事現場………………………………………………………………
６ ． 平 成   年 度 林 野 庁 補 助 事 業 現 場 … … … … … … … … … … … … … … …   
６．１ 建築工事現場………………………………………………………………
６．２ 土木工事現場………………………………………………………………
参考資料１：環境物品の調達の推進に関する基本方針（抜粋）………………………
参考資料２：合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の概要等………
参考資料３：登録実施機関………………………………………………………………
参考資料４：登録のご案内………………………………………………………………
参考資料５：合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に係る Q＆A（林野庁ＨＰクリーンウッド・ナビより抜粋）……………………………
参考資料６：再生可能エネルギー固定価格買取制度の買取価格・期間等………１． 事業計画
１．１ 目的  平 成 28年 5月 に 閣 議 決 定 に よ り 見 直 し さ れ た「 森 林・林 業 基 本 計 画 」に お い て 、平 成 37
年 ま で に 木 材 自 給 率 50%を 目 標 と す る こ と と な っ た が 、 こ の 目 標 達 成 の た め に は 、 合 板
用 の 国 産 材 の 使 用 を 平 成 26年 の 約 300万 m 3 か ら 600万 m 3 以 上 に 増 大 す る 必 要 が あ る 。
このため、カラマツ・ヒノキ・スギ等の国産材を使用したコンクリート型枠用合板（以下「 国 産 材 型 枠 用 合 板 」と い う 。）の 開 発・普 及 を 行 い 合 板 分 野 に お け る 国 産 材 の 利 用 を促進する。また、国産材型枠用合板の活用を通じて、合板業界の成長産業化及び地方創生への貢献を図る。
  こ れ ま で 、 平 成 25年 度 か ら 平 成 27年 度 ま で に 、 構 造 用 合 板 以 外 の 用 途 に お い て 国 産 材を活用したコンクリートの型枠用合板の開発・普及のため、現場での実証調査や関係機
関・団体・型枠事業者等を対象とした説明会の開催等を行ってきたが、新たに①針葉樹を使用することによるコンクリート仕上げ表面に現れる年輪（早材、晩材）によるシワの発生②大量の水がかりのある箇所や大きな側圧がかかる箇所等のたわみ・はらみの発
生、③転用回数の確保④地域材型枠用合板の更なる普及のため実証箇所の全国各地への拡大という課題が生じている。
  こ の た め 、 平 成 28年 度 は 、 ① 単 板 構 成 の 検 討 や 塗 装 の 改 良 に よ る 性 能 向 上 の 実 証 及 び
シワやたわみ・はらみの対処方法の検討、②実証施工における転用回数等の確認、③新たに北海道や四国で実証施工を実施する。
（ こ れ に よ り 、北 海 道 か ら 沖 縄 ま で 全 国 各 地 で実 証 事 業 が 行 わ れ る 。）
  また、得られた成果については、国、地方公共団体、建設事業者、型枠事業者、合板の生産・流通業者及び木材学会や土木学会等を対象として、現地説明会及びワークシヨ
ップ等の開催により普及啓発を行う。
なお、使用するコンクリート型枠用合板は、①オールヒノキ合板、②国産カラマツとラーチ（北洋カラマツ）の複合合板、③国産カラマツとロシア産シラカバ、ロシア産ラーチの複合合板を予定。
（ 使 用 す る 合 板 は 、グ リ ー ン 購 入 法 に 基 づ き 各 合 板 の 板 面 に「 合法証明された木材のみで製造されていること」及びＪＡＳマークが印字されているもの
で 、 使 用 量 は ３ ×６ サ イ ズ 換 算 で 約 1,800枚 を 予 定 。 原 木 換 算 で 約 52m 3 ）１．２ 事業実施体制
  合 板 供 給 業 界 (日 本 合 板 工 業 組 連 合 会 )、建 設 業 業 界 (（ 一 社 ）日 本 建 設 業 連 合 会 )、型 枠
工 事 業 者 (（ 一 社 ）日 本 型 枠 工 事 業 協 会 )、国 立 研 究 開 発 法 人 森 林 研 究 ・ 整 備 機 構 森 林 総
合 研 究 所（ 以 下「 (国 研 )森 林 総 合 研 究 所 」と い う 。）等 の 関 係 者 か ら な る 検 討 委 員 会 を 開
催し事業の対象とする型枠の３合板の仕様の選定、現場での実証調査、調査結果の検証・評価等を実施する。
1−1−

１．３ 事業内容
１ ． ３ ． １  検 討 委 員 会 の 開 催 回  平 成 年 月 、 平 成 年 月 

「地域材コンクリート型枠用合板普及推進委員会」の委員名簿

委員長  渋 沢 龍 也  （国研）森林総合研究所 複合材料研究領域 
複合化研究室 室長
（ 平 成  年  月 よ り 複 合 材 料 研 究 領 域 長 ） 
委 員  中 山 正 夫   一社 日本建設業連合会 環境経営部会委員
（ 株 大林組 本社環境部 副部長）
委 員  三野輪 賢 二   一社 日本型枠工事業協会 会長

委  員   木  下  武  幸    株 -― ケ ミ カ ル 常 務 取 締 役                （ 平 成  年  月 よ り 顧 問 ） 委  員   尾  方  伸  次  

公財 日本合板検査会、理事・認定業務部長

               （ 平 成  年  月 よ り 同 専 務 理 事 兼 認 定 業 務 部 長 ） （オブザーバー）
山野寺 博 紀   丸玉木材 株 茨城工場 副部長遠 山 雅 美   セイホク 株 取締役営業本部長
熊 谷 政 英   セイホク 株 石巻工場 営業部チーフ佐 藤 祥 裕   西北プライウッド 株  石巻工場生産課長
工 藤   学   新秋木工業 株  品質開発室 次長
大 畑 泰 廣   ホクヨープライウッド 株  営業部落 合 靖 彦   林ベニヤ産業 株  取締役企画部部長
大 杉 泰 造   林ベニヤ産業 株  取締役営業部長
小 山 友 広  

株 ノダ 国産材活用事業部合板製造部管理技術課          副主査佐 藤  一郎  

株 日新 常務取締役

松 下   清  

株 日新      課長

福 本 芳 明  

株 日新 四国工場 課長

古 澤 憲 司

新栄合板工業 株  常務取締役営業部長

佐々木 理 司   アイプライ 株 営業部次長

事 務 局 長 川 喜 多  進 日 本 合 板 工 業 組 合 連 合 会 専 務 理 事 （ 事 務 局 長 ） 2−2−事 務 局 徳  山 勝  義 〃  調 査 部 長  〃 宮  本  友  子 〃  総 務 ・ 企 画 課 長 〃 佐 々 木  祐  子   東 京 ・ 東 北 合 板 工 業 組 合 業 務 統 括 室 長 〃 宇 佐 見    孝 中 日 本 合 板 工 業 組 合  常 務 理 事 〃 渡  邊    隆  西 日 本 合 板 工 業 組 合  専 務 理 事 （敬称略・順不同）

１．３．２ 調査対象の選定
調査の対象となる型枠合板の仕様の導出、工事箇所の選定及びコンクリート打込み・コンクリートの表面の仕上り・転用回数等の調査を行う。

１．３．３ 工事現場での実証調査  建 設 業 界 及 び 型 枠 事 業 者 の 協 力 を 得 て 、 建 築 物 (鉄 筋 コ ン ク リ ー ト )に お い て 以 下 の 実 証試験を実施する。
① コ ン ク リ ー ト 打 込 み 試 験 (型 枠 を 支 持 す る 支 柱 の 数・間 隔 と た わ み・は ら み の 関 係 等 )② コ ン ク リ ー ト の 表 面 の 仕 上 り (シ ワ 、 ム シ レ 、 着 色 、 ノ ロ 付 着 、 配 筋 保 護 等 )③ 型 枠 合 板 の 転 用 回 数 (打 設 後 型 枠 を 取 り 外 し た 後 の 型 枠 合 板 の 品 質 ・ 性 能 )等


１．３．４ 成果の取りまとめ
調査結果を集約・分析し課題解決の方向性を取り纏め、報告書を作成し、委員会メンバ
ー・関係団体等を通じて合板メーカー、建設会社、施工業者をはじめ、関係行政機関等に周知し、国産材を活用した型枠用合板の普及を図る。

２．予測される事業効果
① 平 成 27 年 2 月 3 日 に 林 野 庁 、 国 土 交 通 省 等 の ご 尽 力 に よ り 「 合 板 型 枠 」 が グ リ ーン購入法の特定調達品目に追加指定された。今後同法に基づき板面に合法証明材であることが印字された型枠用合板の安定的生産、流通、利用が重要となっている。
② 本 事 業 に よ り 国 産 材 等 を 活 用 し た コ ン ク リ ー ト 型 枠 用 合 板 の 利 用 促 進 を 図 り 、地 球
温暖化防止、森林整備の推進、地方創生に資するとともに森林・林業基本計画に基づ き 平 成 37 年 度 ま で に 国 産 材 600 万 m3 の 使 用 達 成 を 図 る 。
④ 特 に 、東 京 オ リ ン ピ ッ ク 、パ ラ リ ン ピ ッ ク の 開 催 に 向 け て 、関 連 す る 土 木・建 築 工   事における国産材型枠用合板の活用を目指す。



3
−3−

３． 得られた事業成果

３．１ 地域材を用いた型枠用合板の曲げ性能

３ ． １ ． １ 供 試 合 板 
供 試 し た 合 板 は 公 称 厚 さ 12mm で 、 ① 5 プ ラ イ で 、 使 用 樹 種 が 、 全 層 ヒ ノ キ の も の 、 ②
同 7 プ ラ イ の も の 、 ③ 公 称 厚 さ 12mm、 5 プ ラ イ の 製 品 で 表 板 ・ 心 層 ・ 裏 板 が ラ ー チ (北 洋
カ ラ マ ツ )、 添 え 心 層 が 国 産 カ ラ マ ツ の も の 、 ④ 表 板 が ラ ー チ (北 洋 カ ラ マ ツ )、 心 層 が 国 産
カ ラ マ ツ 、添 え 心 層 が シ ラ カ バ の も の の 4 種 類 で 、そ れ ぞ れ 表 面 加 工 (Decoration)の 有 無 があ り 、 合 計 8 種 類 で あ る 。 表 面 加 工 は 、 塗 装 に よ る も の で あ る 。 供 試 合 板 の 寸 法 は 、 3×6
板 (900×1800mm)で あ る 。 打 設 試 験 に は 塗 装 の 施 さ れ た 合 板 を 用 い た が 、 強 度 試 験 に は 、
表面加工のあるもの・ないものの両者を用いた。
な お 、 こ れ ま で 合 板 メ ー カ ー 13 社 に 現 状 の 国 産 材 等 の 利 用 状 況 の 聞 き 取 り 調 査 を 行 い 、
現時点で試作可能な型枠用合板の仕様を決定し、供試している。各メーカーに試作を依頼
した型枠用合板のすべての仕様を表 1 に示す。
本 年 度 供 試 し た 合 板 は 表 中 の 記 号 と 使 用 樹 種 に 網 掛 け を 施 し た 製 品 で 、 記 号 AI(塗 装 あり )、AJ(塗 装 な し )、AK(塗 装 あ り )、AL(塗 装 な し )、AM(塗 装 あ り )、AN(塗 装 な し )、AO(塗装 あ り )、 AP(塗 装 な し )の 8 種 で あ る 。

３ ． １ ． ２ 実 大 曲 げ 剛 性 試 験 
型 枠 用 合 板 の JAS 規 格 に 基 づ き 、実 大 曲 げ 剛 性 試 験 を 行 っ た (写 真 1)。曲 げ ス パ ン は 0°
方 向 (合 板 の 長 手 方 向 )1500mm、 90°方 向 (合 板 の 短 手 方 向 )750mm と し た 。 49、 98、 196、294(N)の お も り を 載 荷 し 、 荷 重 － 変 形 関 係 の 傾 き か ら 曲 げ ヤ ン グ 係 数 (MOE)を 算 出 し た 。
測 定 結 果 を 表 2 に 示 す 。 JAS 規 格 に お け る 0°方 向 の 基 準 値 は 、 厚 さ 12mm 製 品 に 対 し ては 7.0GPa、 厚 さ 15mm 製 品 に 対 し て は 6.5GPa で あ る 。 全 て の 試 作 合 板 が JAS 規 格 基 準 値を 満 足 し て い た 。 90°方 向 の 測 定 値 は 参 考 値 で あ る が 、 荷 重 レ ベ ル が 低 い 場 合 、 製 品 の 反りの影響により荷重棒を使用しても試験体の幅全体に荷重が作用せず、測定値が低くなる
場 合 が あ っ た た め 、 そ う し た 場 合 に は 、 測 定 前 に 初 期 荷 重 (196N)を 載 荷 し 、 そ の 後 の 載 荷
荷 重 か ら 測 定 を 実 施 し た 。こ の 傾 向 は 使 用 樹 種 等 に よ ら ず 生 じ て い た た め 90°方 向 の 測 定時には注意を要する。

３ ． １ ． ３ 常 態 曲 げ 強 度 試 験 
構 造 用 合 板 の JAS 規 格 の 1 級 の 基 準 に 基 づ き 、実 大 曲 げ 強 度 試 験 を 行 っ た (写 真 2)。12mm
厚 製 品 を 供 試 し た こ と か ら 、試 験 体 寸 法 600×300mm と し 、曲 げ ス パ ン 540mm の 4 点 曲 げ
試 験 を 行 っ た 。 試 験 体 は 0 ° 方 向 、 90 ° 方 向 の 2 方 向 か ら 採 取 し た 。 平 均 荷 重 速 度 は
14.7MPa/min と し た 。
試 験 結 果 を 表 3 に 示 す 。 全 て の 合 板 で 0°方 向 の 曲 げ 性 能 は 高 い 値 を 示 し た 。 特 に 全 層
4−4−

ス ギ の 合 板 や ス ギ を 複 合 し た 合 板 は 強 度 性 能 に 比 し て 密 度 が 低 い こ と が 特 徴 で あ っ た 。0°
方 向 の 曲 げ ヤ ン グ 係 数 は 実 大 曲 げ 剛 性 試 験 の 結 果 と ほ ぼ 同 じ で あ っ た が 、 90°方 向 の 曲 げ
ヤング係数は、実大曲げ剛性試験の結果より高い値を示すものがあった。

３ ． １ ． ４ 湿 潤 時 の 剛 性 ・ 耐 力 残 存 率 
コンクリート打設時には型枠用合板は湿潤常態となるため、要求される強度性能は、湿潤 常 態 に お け る 曲 げ 性 能 と な る 。そ こ で 、コ ン ク リ ー ト 打 設 時 を 想 定 し た 湿 潤 状 態 と し て 、
72 時 間 常 温 水 に 浸 漬 し た 後 、構 造 用 合 板 の JAS 規 格 の 1 級 の 基 準 に 基 づ く 、実 大 曲 げ 強 度
試 験 を 行 っ た (写 真 3)。 12mm 厚 製 品 を 供 試 し た こ と か ら 、 試 験 体 寸 法 600×300mm と し 、
曲 げ ス パ ン 540mm の 4 点 曲 げ 試 験 を 行 っ た 。試 験 体 は 0°方 向 、90°方 向 の 2 方 向 か ら 採
取 し た 。 平 均 荷 重 速 度 は 14.7MPa/min と し た 。
試 験 結 果 を 表 4 に 示 す 。 湿 潤 時 の 曲 げ 性 能 は 常 態 時 の 概 ね 80%程 度 で あ り 、 こ れ ま で の南洋材合板と同程度の強度残存率を有することがわかった。したがって、国産材を用いた
型枠用合板も現行の建築工事標準仕様書に基づいて使用しても問題ないものと考えられる。

３ ． １ ． ５ 現 行 Ｊ Ａ Ｓ 規 格 基 準 に お け る 評 価 
平 成 26 年 2 月 25 日 に 改 正 さ れ た 合 板 の JAS 規 格 で は 、コ ン ク リ ー ト 型 枠 用 合 板 の 基 準が改正され、「 長 さ 方 向 ス パ ン 用 」と「 幅 方 向 ス パ ン 用 」の 2 種 類 に 区 分 さ れ る こ と と な った。前者の強度性能に関する基準値は従来の規格における長さ方向の曲げ剛性試験の基準値と同じであり、後者は従来の規格における幅方向の曲げ剛性試験の基準値に替わって制定されたものである。従来の合板長さ方向に支持材を入れ、主応力が合板長さ方向となる
打設方法は床、スラブ等に用いられているが、現在の壁を打設する際のコンクリート型枠
用合板の施工方法は、合板の長さ方向を鉛直方向に向け、支持材も鉛直方向に向けるように な っ て い る (写 真 4)。す な わ ち 、今 日 の 施 工 方 法 に お い て 、コ ン ク リ ー ト 型 枠 用 合 板 に 作
用 す る 主 応 力 が コ ン ク リ ー ト 型 枠 用 合 板 の 短 手 (幅 )方 向 で あ る こ と か ら 、「幅方向スパン用」の 基 準 は 、今 日 の 施 工 方 法 に 対 応 す る た め に 設 け ら れ た も の で あ る 。な お 、「幅方向スパン用」の基準値は従来のコンクリート型枠用合板を用いても大きな問題が生じていないことから、コンクリート型枠用合板の生産実態を考慮しながら設定されたものである。
本事業で供試したコンクリート型枠用合板のなかにも改正規格の「幅方向スパン用」の基準値を満たすものがみられ、特に幅方向の強度性能向上を念頭に置いた製品である記号
W、X、AA～ AD は 幅 方 向 の MOR、MOE と も に 高 い 数 値 が 得 ら れ て い る 。ま た 、本 年 度 供
試 し た 8 種 類 の う ち 、 AI、 AJ、 AK、 AL の 4 種 は 幅 方 向 ス パ ン 用 、 AM、 AN、 AO、 AP の
4 種は長さ方向スパン用であった。全ての供試合板は、それぞれの区分における基準値を満たしていたが、両区分の基準値をほぼ満足していた。これらのことより、製造方法を工夫することによって、国産材を用いたコンクリート型枠用合板においても改正規格の基準値への対応が十分可能であることがわかった。

5−5−表 㻝㻚㻌 供 試 合 板 の仕 様 一 覧 㻌
記号

使用樹種

厚さ
(mm)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP

カラマツ-スギ複合
ラワン-スギ複合
ベイマツ-スギ複合
ラーチ-スギ複合
ラーチ-スギ複合
全層スギ
ヒノキ・ラジアータパイン-スギ複合
ラワン・スギ-スギ複合
全層カラマツ全層ヒノキ
ラーチ・スギ-スギ複合(塗装)
ラーチ・スギ-スギ複合
ターミナリア・カラマツ-スギ複合(塗装)ターミナリア・カラマツ-スギ複合
全層スギ(塗装)
全層スギ
シラカバ・カラマツ-スギ複合(塗装)シラカバ・カラマツ-スギ複合
全層ヒノキ(塗装)
全層ヒノキ
ラーチ-カラマツ複合(塗装)
ラーチ-カラマツ複合
ヒノキ-ベイマツ複合(塗装)
ヒノキ-ベイマツ複合
全層ヒノキ(塗装)
ラーチ-カラマツ複合(シート貼)
ラーチ-カラマツ複合
シラカバ・カラマツ-カラマツ複合(塗装)シラカバ・カラマツ-カラマツ複合
ラーチ-カラマツ複合(塗装)
ラーチ-カラマツ複合
全層ヒノキ(塗装)
全層ヒノキ
全層ヒノキ(塗装)
全層ヒノキ
全層ヒノキ(塗装)
全層ヒノキ
ラーチ-カラマツ複合(塗装)
ラーチ-カラマツ複合
ラーチ・カラマツ-シラカバ複合(塗装)ラーチ・カラマツ-シラカバ複合

12
15
12
15
12
12
12
12
15
12
12
12
12
12
15
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

単板構成
K
M
D
L
L
S
H
M
K
H
L
L
T
T
S
S
B
B
H
H
L
L
H
H
H
L
L
B
B
L
L
H
H
H
H
H
H
L
L
L
L

S
S
S
S
S
S
S
S
K
H
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
K
K
D
D
H
K
K
K
K
K
K
H
H
H
H
H
H
K
K
B
B

K
M
D
L
L
S
R
S
K
H
S
S
K
K
S
S
K
K
H
H
L
L
H
H
H
L
L
K
K
K
K
H
H
H
H
H
H
L
L
K
K

S
S
S
S
S
S
S
S
K
H
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
K
K
D
D
H
K
K
K
K
K
K
H
H
H
H
H
H
K
K
B
B

K
M
D
L
L
H
M
K
H
L
L
T
T
S
S
B
B
H
H
L
L
H
H
H
L
L
B
B
K
K
H
H
H
H
H
H
L
L
L
L

S

M

S

L

K
K

L
L

H
H

H
H

構成
比率(%)

接着剤

55
38
40
38
44
50
53
52
60
60
54
54
58
58
56
56
68
68
60
60
43
43
50
50
60
41
41
44
44
57
57
40
40
51
51
57
57
40
40
52
52

フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
メラミン・ユリア樹脂
メラミン・ユリア樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
メラミン・ユリア樹脂
メラミン・ユリア樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
メラミン・ユリア樹脂
メラミン・ユリア樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
メラミン・ユリア樹脂
メラミン・ユリア樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂
フェノール樹脂（ 注 ）① 単 板 構 成 の 欄 の ア ル フ ァ ベ ッ ト は 樹 種 を 示 し 、B：シ ラ カ ン バ (Betula platyphylla)、D：
ベ イ マ ツ (Pseudotsuga menziesii Franco) 、 H： ヒ ノ キ (Chamaecyparis obtusa Endl.)、 K： カ ラ
マ ツ (Lalix leptolepis Gordon)、 L： ラ ー チ (北 洋 カ ラ マ ツ ) (Larix gmelinii Gordon)、 M： ラ ワ
ン (Shorea spp.)、 R： ラ ジ ア ー タ パ イ ン (Pinus radiata D.Don)、 S： ス ギ (Cryptomeria japonica
D.Don)、 T： タ ー ミ ナ リ ア (Terminalia spp.)で あ る 。
② ア ル フ ァ ベ ッ ト が 赤 字 の も の は 国 産 樹 種 、 黒 字 の も の は 外 国 産 樹 種 を 示 す 。 AI か ら AP
は 、 平 成 28 年 度 事 業 で の 供 試 合 板 で あ る 。

6−6−

写 真 㻝㻚㻌 実 大 曲 げ剛 性 試 験 の様 子 㻌7−7−表 㻞㻚㻌 㻌 実 大 曲 げ剛 性 試 験 の結 果 一 覧 㻌
記号ρ(g/cm3)

MOE0deg(GPa)

MOE90deg
(GPa)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP

0.54 (0.018)
0.53 (0.017)
0.48 (0.0078)
0.53 (0.025)
0.53 (0.021)
0.42 (0.016)
0.53 (0.017)
0.44 (0.015)
0.55 (0.031)
0.50 (0.016)
0.52 (0.018)
0.51 (0.014)
0.48 (0.023)
0.47 (0.013)
0.44 (0.010)
0.43 (0.010)
0.58 (0.020)
0.56 (0.013)
0.52 (0.014)
0.52 (0.008)
0.60 (0.012)
0.62 (0.018)
0.57 (0.019)
0.57 (0.013)
0.51 (0.009)
0.61 (0.019)
0.61 (0.033)
0.62 (0.013)
0.58 (0.015)
0.65 (0.018)
0.63 (0.024)
0.51 (0.015)
0.50 (0.012)
0.51 (0.013)
0.51 (0.014)
0.53 (0.008)
0.52 (0.016)
0.62 (0.014)
0.61 (0.020)
0.66 (0.017)
0.67 (0.023)

12.4 (2.27)
6.94 (0.477)
9.55 (0.921)
8.68 (0.511)
10.8 (0.668)
8.56 (0.801)
9.45 (0.658)
8.38 (0.208)
10.0 (2.04)
10.4 (0.689)
10.9 (0.838)
11.2 (0.940)
8.89 (0.98)
14.2 (1.11)
9.09 (0.601)
9.38 (0.358)
11.7 (0.80)
11.5 (0.75)
9.41 (0.813)
9.46 (1.17)
9.58 (0.347)
9.43 (0.787)
9.49 (0.603)
10.1 (0.915)
8.74 (0.909)
8.42 (0.602)
9.45 (0.923)
10.7 (0.578)
10.7 (0.673)
10.2 (0.746)
11.5 (1.64)
6.28 (0.629)
6.43 (0.511)
6.90 (0.848)
6.16 (0.937)
7.66 (0.693)
7.66 (0.485)
8.60 (1.25)
9.83 (0.953)
9.64 (1.33)
9.85 (1.07)

2.54 (0.188)
3.19 (0.505)
2.44 (0.203)
3.41 (0.588)
2.45 (0.223)
1.42 (0.167)
3.86 (0.419)
2.72 (0.474)
1.99 (0.459)
2.52 (0.226)
1.48 (0.203)
1.57 (0.296)
1.79 (0.178)
2.32 (0.232)
1.64 (0.118)
1.62 (0.181)
2.11 (0.477)
2.32 (0.367)
1.84 (0.262)
1.98 (0.088)
2.84 (0.147)
2.97 (0.268)
3.23 (0.657)
3.48 (0.205)
1.87 (0.149)
2.93 (0.239)
2.55 (0.465)
4.10 (0.544)
3.54 (0.207)
3.45 (0.545)
3.24 (0.329)
3.41 (1.29)
3.12 (0.401)
3.93 (0.697)
3.33 (0.480)
2.98 (0.319)
2.59 (0.338)
4.19 (0.614)
4.89 (0.727)
5.36 (1.61)
5.74 (1.33)（ 注 ） JAS 規 格 上 AI～ AL は 、 MOE90deg が 2.5 以 上 、 AM～ AP は 、
MOE0deg が 7.0 以 上 必 要 と な っ て い る 。
8−8−

写 真 㻞㻚㻌 常 態 曲 げ強 度 試 験 㻔上 ：試 験 体 ・変 位 計 設 置 状 況 、下 ：強 度 試 験 状 況 㻕㻌9−9−

表 㻟㻚㻌 常 態 曲 げ強 度 試 験 の結 果 一

覧常態
㻌
記号

ρ
3

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP

(g/cm )
0.54 (0.018)
0.53 (0.025)
0.48 (0.030)
0.53 (0.025)
0.54 (0.029)
0.42 (0.021)
0.53 (0.020)
0.43 (0.027)
0.55 (0.044)
0.50 (0.021)
0.52 (0.022)
0.51 (0.018)
0.49 (0.023)
0.48 (0.014)
0.44 (0.011)
0.44 (0.009)
0.58 (0.025)
0.56 (0.015)
0.51 (0.017)
0.52 (0.009)
0.60 (0.015)
0.62 (0.022)
0.56 (0.020)
0.57 (0.020)
0.49 (0.012)
0.62 (0.021)
0.60 (0.036)
0.62 (0.012)
0.56 (0.034)
0.66 (0.012)
0.62 (0.028)
0.51 (0.017)
0.49 (0.015)
0.51 (0.009)
0.52 (0.015)
0.53 (0.012)
0.52 (0.017)
0.62 (0.017)
0.62 (0.024)
0.66 (0.019)
0.66 (0.025)

MOR0deg(GPa)44.5 (6.84)
35.7 (2.82)
20.4 (4.39)
32.5 (5.53)
60.4 (5.31)
37.0 (6.32)
52.7 (6.03)
49.2 (3.70)
43.1 (8.88)
49.7 (7.70)
45.9 (8.59)
51.4 (7.91)
40.1 (10.3)
49.1 (10.9)
44.9 (4.86)
46.4 (6.04)
64.7 (11.6)
54.9 (7.23)
52.9 (8.48)
55.4 (5.83)
39.3 (6.84)
42.6 (9.01)
49.2 (6.42)
49.9 (5.43)
43.4 (7.64)
32.7 (7.28)
42.4 (8.73)
63.2 (8.76)
53.2 (10.8)
52.5 (6.80)
42.0 (14.0)
34.8 (4.63)
33.8 (5.09)
46.4 (5.00)
42.9 (6.65)
43.8 (5.84)
45.5 (5.27)
45.1 (13.1)
49.3 (11.5)
48.6 (11.5)
45.9 (12.3)

MOE0deg(GPa)
10.8 (1.79)
6.19 (0.573)
8.21 (0.672)
7.47 (0.544)
9.97 (0.854)
7.95 (1.29)
7.51 (0.707)
7.14 (0.414)
9.78 (2.43)
9.11 (1.04)
10.8 (0.704)
10.9 (1.50)
8.89 (1.06)
9.54 (1.07)
8.90 (0.668)
9.57 (0.710)
12.8 (0.942)
11.8 (0.620)
10.0 (1.01)
10.1 (1.23)
10.2 (0.316)
9.89 (0.764)
10.1 (0.801)
10.6 (0.745)
8.96 (0.824)
8.51 (0.765)
9.60 (1.39)
11.2 (0.582)
9.76 (1.50)
11.0 (0.790)
11.4 (1.91)
7.01 (0.768)
6.96 (0.695)
8.45 (0.893)
7.72 (0.987)
8.81 (0.822)
8.59 (0.644)
10.1 (1.44)
10.6 (1.47)
11.4 (1.90)
11.6 (1.27)

10− 10 −

ρ
3(g/cm )
0.54 (0.018)
0.53 (0.025)
0.48 (0.030)
0.53 (0.025)
0.54 (0.029)
0.42 (0.021)
0.53 (0.020)
0.43 (0.027)
0.55 (0.044)
0.50 (0.021)
0.52 (0.019)
0.52 (0.022)
0.50 (0.024)
0.47 (0.014)
0.44 (0.012)
0.44 (0.015)
0.58 (0.021)
0.56 (0.017)
0.51 (0.016)
0.52 (0.011)
0.61 (0.017)
0.62 (0.023)
0.56 (0.020)
0.57 (0.019)
0.50 (0.011)
0.61 (0.021)
0.61 (0.024)
0.62 (0.008)
0.58 (0.019)
0.66 (0.025)
0.63 (0.024)
0.52 (0.014)
0.50 (0.020)
0.52 (0.011)
0.53 (0.012)
0.53 (0.012)
0.52 (0.015)
0.62 (0.020)
0.61 (0.026)
0.66 (0.024)
0.67 (0.018)

MOR90deg(GPa)
19.9 (3.13)
23.0 (3.66)
21.6 (4.90)
27.2 (5.58)
23.4 (5.41)
17.7 (3.98)
38.8 (6.96)
21.0 (5.32)
16.4 (6.15)
29.1 (6.08)
20.2 (5.86)
19.4 (5.39)
18.8 (3.78)
15.9 (2.98)
21.3 (3.52)
19.4 (3.72)
19.5 (2.62)
19.0 (5.02)
26.1 (3.11)
25.2 (4.58)
27.8 (4.70)
31.0 (4.36)
40.8 (8.43)
42.9 (10.2)
23.8 (3.51)
31.1 (5.96)
29.3 (8.18)
27.0 (7.41)
26.5 (6.93)
26.5 (8.29)
26.4 (5.96)
35.2 (6.65)
35.0 (5.66)
42.5 (4.93)
39.8 (8.59)
31.3 (3.00)
30.4 (4.23)
27.0 (7.72)
38.1 (9.76)
45.5 (8.78)
50.1 (8.75)

MOE90deg(GPa)
2.49 (0.221)
2.19 (0.384)
2.81 (0.309)
2.66 (0.344)
2.88 (0.410)
1.58 (0.250)
3.71 (0.380)
2.98 (0.765)
1.17 (0.227)
2.75 (0.320)
3.19 (0.561)
2.84 (0.625)
2.75 (0.280)
2.16 (0.310)
2.37 (0.223)
2.22 (0.202)
3.46 (0.407)
3.19 (0.526)
2.76 (0.485)
2.90 (0.218)
4.62 (0.528)
5.07 (0.343)
5.54 (0.503)
5.78 (0.470)
2.76 (0.298)
4.63 (0.331)
4.17 (0.743)
4.55 (0.540)
4.07 (0.463)
4.27 (0.857)
4.16 (0.404)
4.80 (0.788)
4.70 (0.768)
5.56 (0.283)
5.00 (0.830)
3.92 (0.654)
3.87 (0.409)
5.33 (0.634)
6.10 (0.961)
5.83 (1.04)
7.19 (0.680)

写 真 㻟㻚㻌 湿 潤 時 曲 げ強 度 試 験 㻔上 ：湿 潤 処 理 状 況 、下 ：強 度 試 験 状 況 㻕㻌11
− 11 −

表 㻠㻚㻌 湿 潤 曲 げ強 度 試 験 の結 果 一 覧 㻌
湿潤
記号

ρ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP

(g/cm3)0.54 (0.018)
0.53 (0.019)
0.50 (0.015)
0.53 (0.026)
0.55 (0.021)
0.44 (0.019)
0.54 (0.018)
0.45 (0.015)
0.55 (0.035)
0.50 (0.021)
0.52 (0.018)
0.51 (0.018)
0.49 (0.023)
0.47 (0.018)
0.44 (0.010)
0.44 (0.012)
0.58 (0.020)
0.56 (0.017)
0.51 (0.016)
0.52 (0.012)
0.60 (0.016)
0.63 (0.024)
0.57 (0.023)
0.57 (0.023)
0.50 (0.012)
0.60 (0.038)
0.61 (0.035)
0.62 (0.013)
0.59 (0.025)
0.67 (0.014)
0.63 (0.028)
0.51 (0.015)
0.50 (0.014)
0.51 (0.014)
0.52 (0.014)
0.53 (0.011)
0.52 (0.016)
0.62 (0.019)
0.63 (0.028)
0.66 (0.015)
0.66 (0.025)

WA(%)
45.1 (6.12)
43.9 (3.76)
53.6 (3.30)
65.9 (6.54)
46.5 (9.09)
75.4 (5.87)
32.6 (4.78)
54.1 (11.1)
32.5 (3.32)
53.8 (3.50)
52.8 (7.09)
65.7 (6.87)
53.7 (13.4)
55.3 (7.54)
70.3 (7.10)
67.9 (7.13)
57.1 (13.5)
52.4 (6.77)
43.5 (6.85)
38.2 (3.80)
21.5 (2.97)
25.8 (4.80)
44.2 (7.05)
42.0 (2.74)
50.8 (3.07)
25.0 (3.20)
31.5 (3.88)
29.3 (2.80)
32.6 (2.58)
21.9 (2.37)
35.9 (3.85)
66.4 (7.32)
70.4 (4.36)
49.6 (11.5)
60.7 (6.17)
48.2 (10.2)
57.5 (9.27)
31.8 (8.04)
33.1 (5.11)
31.5 (4.82)
32.1 (2.73)

MOR0deg(GPa)37.2 (5.65)
28.2 (2.54)
18.7 (1.32)
23.2 (2.28)
39.7 (5.01)
27.0 (3.29)
37.0 (2.57)
36.6 (3.15)
32.6 (6.92)
38.2 (4.10)
34.0 (4.53)
30.3 (5.02)
33.0 (10.3)
37.2 (7.06)
32.1 (1.76)
34.1 (3.16)
40.7 (5.20)
38.6 (4.90)
38.3 (3.18)
39.5 (5.21)
33.3 (4.64)
32.3 (5.69)
38.9 (5.37)
35.9 (3.83)
34.8 (4.59)
25.4 (6.10)
27.9 (4.10)
36.5 (3.53)
34.4 (3.70)
47.3 (5.90)
30.1 (8.86)
24.9 (4.10)
24.9 (2.53)
37.1 (7.08)
30.6 (3.08)
38.5 (7.94)
35.4 (3.70)
33.0 (5.58)
33.6 (3.98)
38.6 (9.43)
32.1 (6.87)

MOE0deg(GPa)8.76 (1.80)
5.24 (0.204)
7.80 (0.509)
5.78 (0.549)
8.42 (1.16)
6.27 (0.751)
6.05 (0.750)
6.35 (0.758)
6.76 (2.01)
7.45 (0.548)
8.75 (0.756)
7.05 (0.842)
7.52 (0.687)
7.73 (1.06)
7.37 (0.519)
7.98 (0.575)
9.43 (0.933)
8.92 (0.905)
7.31 (0.732)
7.94 (1.181)
8.00 (0.659)
7.54 (1.362)
8.17 (0.586)
8.04 (1.038)
7.14 (1.094)
5.48 (0.898)
6.59 (0.627)
7.94 (0.344)
7.66 (0.607)
8.61 (1.07)
9.09 (2.10)
5.27 (0.485)
5.15 (0.923)
6.87 (1.17)
6.17 (1.15)
7.41 (0.680)
6.92 (0.996)
7.57 (1.09)
8.23 (1.25)
8.94 (1.45)
8.68 (1.36)

ρ(g/cm3)0.55 (0.015)
0.53 (0.016)
0.48 (0.014)
0.53 (0.029)
0.54 (0.020)
0.43 (0.024)
0.54 (0.018)
0.44 (0.013)
0.55 (0.033)
0.51 (0.016)
0.52 (0.018)
0.51 (0.018)
0.49 (0.023)
0.47 (0.018)
0.44 (0.013)
0.44 (0.016)
0.58 (0.027)
0.56 (0.016)
0.52 (0.016)
0.52 (0.009)
0.60 (0.019)
0.62 (0.013)
0.56 (0.025)
0.57 (0.016)
0.50 (0.013)
0.61 (0.017)
0.60 (0.028)
0.62 (0.015)
0.57 (0.017)
0.66 (0.024)
0.63 (0.027)
0.52 (0.010)
0.50 (0.024)
0.52 (0.013)
0.53 (0.015)
0.54 (0.013)
0.52 (0.014)
0.62 (0.026)
0.61 (0.032)
0.66 (0.025)
0.67 (0.024)

WA(%)
43.2 (6.93)
33.7 (3.79)
59.8 (4.28)
54.6 (8.01)
43.7 (7.17)
77.5 (8.52)
29.4 (2.93)
51.0 (7.42)
29.1 (2.93)
53.1 (6.14)
50.5 (9.82)
62.0 (8.47)
51.9 (12.5)
53.5 (4.51)
72.4 (6.00)
62.3 (6.34)
57.4 (14.7)
47.2 (5.44)
44.6 (7.24)
39.1 (5.51)
20.9 (2.69)
22.8 (3.59)
42.8 (6.57)
43.9 (5.41)
50.3 (6.24)
25.9 (3.89)
35.3 (3.14)
27.5 (4.10)
28.9 (3.08)
22.7 (2.35)
36.8 (3.62)
63.4 (8.19)
66.9 (4.57)
51.2 (7.70)
59.2 (4.40)
47.3 (8.87)
57.2 (8.08)
26.1 (4.29)
34.0 (4.15)
27.5 (2.84)
29.4 (1.82)

MOR90deg(GPa)
18.6 (2.21)
27.1 (2.17)
21.5 (2.44)
27.3 (3.74)
24.5 (3.45)
14.0 (2.03)
27.1 (2.68)
20.8 (3.97)
16.0 (3.15)
19.5 (1.78)
18.7 (2.73)
17.4 (2.27)
20.2 (3.0)
17.5 (2.11)
16.6 (2.46)
16.4 (1.82)
18.4 (2.93)
17.2 (2.77)
17.7 (2.11)
18.1 (1.52)
26.7 (4.19)
26.0 (2.54)
27.9 (3.07)
28.1 (2.73)
17.5 (1.44)
31.7 (5.18)
23.7 (2.50)
28.7 (6.13)
22.8 (2.98)
25.0 (4.47)
22.0 (3.26)
26.3 (2.64)
22.5 (2.79)
28.8 (3.06)
24.9 (3.52)
24.3 (3.46)
20.4 (2.06)
33.4 (4.76)
30.6 (5.42)
34.0 (6.32)
32.5 (6.14)

写 真 㻠㻚㻌 コンクリート型 枠 用 合 板 の打 設 状 況 㻔左 ：天 井 スラブ、右 ：壁 㻕㻌

12− 12 −

MOE90deg(GPa)
2.27 (0.297)
3.88 (0.526)
2.65 (0.414)
4.24 (0.623)
2.78 (0.563)
1.45 (0.204)
3.55 (0.438)
2.70 (0.643)
1.94 (0.371)
2.80 (0.345)
2.56 (0.578)
2.54 (0.506)
2.44 (0.365)
1.95 (0.33)
2.07 (0.234)
2.07 (0.120)
2.58 (0.484)
2.63 (0.502)
2.32 (0.419)
2.43 (0.225)
3.86 (0.580)
3.61 (0.416)
4.53 (0.477)
4.86 (0.315)
2.27 (0.177)
3.95 (0.590)
3.29 (0.523)
3.77 (0.634)
2.82 (0.449)
3.54 (0.649)
3.27 (0.535)
3.84 (0.515)
3.53 (0.846)
4.45 (0.278)
3.95 (0.464)
3.36 (0.792)
3.31 (0.379)
4.50 (0.860)
4.79 (0.780)
4.75 (0.994)
5.44 (0.866)

３ ． １ ． ６ 塗 装 試 験 
塗 装 試 験 は 表 1 の AI、 AK、 AM、 AO を 供 試 し 、 AI、 AK を 公 益 財 団 法 人 日 本 合 板 検 査
会 、 AM、 AO を 株 式 会 社 J－ ケ ミ カ ル に お い て 測 定 し た 。 以 下 、 試 験 結 果 を 引 用 す る 。

13− 13 −

14− 14 −

15− 15 −

２０１６年（平成２８年）１０月２４日㻌

日本合板工業組合連合会 御中㻌㻌㻌㻌
技術開発部 第２研究室㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
平成２８年度 コンクリート型枠用合板の実証調査㻌
性能試験結果報告書㻌㻌㻌㻌㻌
拝 啓 㻌 時 下 益 々ご清 栄 のこととお喜 び申 し上 げます。
平素は格別なるご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、表題の件につきまして結果をご報告申し上げます。㻌
ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。㻌
敬具㻌
㻌
㻌
㻌
－記－㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
１． 試験方法㻌
２． 性能試験結果㻌
３． 顕微鏡写真㻌
４． まとめ㻌16− 16 −

１．試験方法㻌

㻌
１－１．試験体構成㻌
試験体Ｎ

厚さ（ｍ

単板樹種㻌

ｏ．㻌

ｍ）㻌

表・裏 板：ラ ー チ 、そ え 心：カ ラ マ ツ 、縦 心 ：

㻭Ｍ 㻌

ラーチ㻌
表・裏板：ラーチ、そえ心：北洋シラカバ、ＡＯ㻌

縦心：カラマツ㻌

プライ数㻌

１２㻌

５㻌

１２㻌

５㻌

㻌
㻌
１－２．コンクリート型枠評価方法および合格基準 㻌
コンクリート型枠用合板の評価方法㻌
項目㻌

評価方法㻌
合板のＪＡＳコンクリート型枠に準拠して測定しました。㻌
ｎ＝４㻌

１類浸せき剝離試
験㻌

◎：接着層、塗膜の剝離なし（ＪＡＳでは適合）㻌
○：接着層、塗膜の剝離が１辺の長さの１／３未満あり（ＪＡＳでは適合）㻌
×： 接 着 層 、 塗 膜 の 剝 離 が １ 辺 の 長 さ の １ ／ ３ 以 上 あ り （ ＪＡＳでは適合）㻌

含水率試験㻌

合板のＪＡＳコンクリート型枠に準拠して測定しました。㻌
ｎ＝２㻌
合板のＪＡＳコンクリート型枠に準拠して測定しました。㻌

平面引張り試験㻌

単 位 は Ｎ ／ ｍ ｍ ２ で す 。 括 弧 内 は 木 部 破 断 率 で 単 位 は ％ で す 。㻌ｎ＝１８㻌

寒熱繰返しＣ試験㻌

耐アルカリ試験㻌ホルムアルデヒド㻌
放散量試験㻌

合板のＪＡＳコンクリート型枠に準拠して測定しました。㻌
ｎ＝３㻌
合板のＪＡＳコンクリート型枠に準拠して測定しました。㻌
ｎ＝２㻌
合板のＪＡＳコンクリート型枠に準拠して測定しました。㻌
ｎ＝１㻌

㻌

17
− 17 −

ＪＡＳコンクリート型枠用合板の規格㻌

㻌
項目㻌

合格基準㻌
１類浸せき剝離試験の結果、試験片の同一接着層における接着の程度㻌

剝離しない部分の長さがそれぞれの側面において５０ｍｍ以上であること。㻌

含水率㻌

含水率試験の結果、同一試料から採取した試験片の含水率の平均値が１４％以下であること。㻌
次の 㻝 から３までの要件を満たすこと。㻌
１ 平面引張り試験の結果、同一試料合板から採取した試験 片 の 接 着 力 の 平 均 値 が １ ． ０ 㻹Ｐ ａ （ Ｎ ／ ｍ ｍ ２ ） 以 上 で

塗膜又はオ
ーバーレイ
層の接着の
程 度 、温 度 変
化に対する
耐候性およ
び耐アルカ
リ性㻌

あること。㻌
２ 寒熱繰返しＣ試験の結果、試験片の表面に割れ、膨れ及び剝がれを生じないこと。㻌
３ 耐アルカリ試験の結果、次の（１）及び（２）の要件を満たすこと。㻌
（１）４８時間被覆した後に水溶液が残っていること。㻌
（２）２４時間放置した後の試験片の表面に割れ、膨れ及び剝がれ並びに著しい変色又はつやの変化を生じないこと。だたし、実際にコンクリートを打ち込んだ結果、コンクリートの硬化不良又は変色をしないことが確かめられている場合にあっては、割れ、膨れ及び剝がれを生じないこ
と。㻌

ホルムアル
デヒド放散

ホルムアルデヒド放散量試験の結果、ホルムアルデヒド放量（ ホ ル ム ア

散量の平均値及び最大値が、表示の区分に応じ、それぞれ

ルデヒド放

次の表の値以下であること。㻌

散量につい表示の区分㻌 平均値㻌

ての表示を

最大値㻌

（ｍｇ／Ｌ）㻌

（ｍｇ／Ｌ）㻌

してあるも

Ｆ☆☆☆㻌

０．５㻌

０．７㻌

のに限る）㻌

Ｆ☆☆㻌

１．５㻌

２．１㻌

Ｆ☆㻌

５．０㻌

７．０㻌

㻌
㻌

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
18
− 18 −

２．性能試験結果㻌

㻌
試験体Ｎｏ．㻌

ＡＭ㻌

ＡＯ㻌

表・裏板㻌

ラーチ㻌

ラーチ㻌

そえ心㻌

カラマツ㻌

北洋シラカバ㻌

縦心㻌

ラーチ㻌

カラマツ㻌

１２ｍｍ、５ｐ

１２ｍｍ、５ｐｌｙ㻌ｌｙ㻌

ＪＡＳ判定㻌

合格㻌

合格㻌

台板㻌

◎◎◎◎㻌

◎◎◎◎㻌

塗膜㻌

◎◎◎◎㻌

◎◎◎◎㻌

ＪＡＳ判定㻌

合格㻌

合格㻌

（％）㻌

７．１㻌

８．１㻌

ＪＡＳ判定㻌

合格㻌

合格㻌

合板厚、プライ数㻌

１類浸せき剝離試
験㻌

含水率試験㻌

平面引張り試験平均㻌

１ ．５ ９（ ８ ３ ）㻌 １ ．５ ０（ ９ ４ ）㻌

（※）㻌

最小㻌

１ ．３ ７（ ８ ０ ）㻌 １ ．０ ０（ ９ ０ ）㻌最大㻌

２ ．０ ７（ ６ ０ ）㻌 ２ ．０ １（ ９ ０ ）㻌寒熱繰返しＣ試験㻌

耐アルカリ試験㻌

ＪＡＳ判定㻌

合格㻌

合格㻌

割れ㻌

なし㻌

なし㻌

膨れ㻌

なし㻌

なし㻌

剝がれ㻌

なし㻌

なし㻌

ＪＡＳ判定㻌

合格㻌

合格㻌

染込み㻌

なし㻌

なし㻌

割れ㻌

なし㻌

なし㻌

膨れ㻌

なし㻌

なし㻌

剝がれ㻌

なし㻌

なし㻌

変色㻌

なし㻌

なし㻌

つやの変化㻌

なし㻌

なし㻌

Ｆ☆☆☆㻌

Ｆ☆☆☆㻌

０．０５㻌

０．１５㻌

ホルムアルデヒド㻌 ＪＡＳ表示の区分㻌
放散量試験㻌

（ｍｇ／Ｌ）㻌

※平面引張り試験： 単位・・・Ｎ／ｍｍ２、 （ ）内・・・木部破断率 ％㻌
備考：試験結果の詳細は下記添付ファイルです。㻌㻌㻌㻌
19− 19 −

㻌㻌㻌㻞㻜㻝㻢㻚㻝㻜㻚㻝㻟
平成28年度 コンクリート型枠用合板の実証調査 供試型枠の性能試験
㻌
Ｎｏ．
ＡＭ
㻭㻻
㻌
表示厚さ
㻝㻞㼙㼙
㻝㻞㼙㼙
㼜㼘㼥
㻡㼜㼘㼥
㻡㼜㼘㼥
台板構成
㻌
接着剤
フェノール樹脂
フェノール樹脂㻌
合格
合格
JAS合否判定（n＝18）
㻌
接着力
木破率
接着力
木破率
平均値
㻝㻚㻡㻥
㻤㻟
㻝㻚㻡㻜
㻥㻠
㻌
最小
㻝㻚㻟㻣
㻤㻜
㻝㻚㻜㻜
㻥㻜
㻌
最大
㻞㻚㻜㻣
㻢㻜
㻞㻚㻜㻝
㻥㻜
㻌
㼚㻩㻝
㻝㻚㻟㻣
㻤㻜
㻝㻚㻝㻥
㻝㻜㻜
㼚㻩㻞
㻞㻚㻜㻣
㻢㻜
㻝㻚㻣㻝
㻝㻜㻜
㻌
㼚㻩㻟
㻝㻚㻣㻟
㻤㻜
㻝㻚㻣㻡
㻤㻜
㻌
㼚㻩㻠
㻝㻚㻢㻥
㻥㻜
㻝㻚㻠㻠
㻝㻜㻜
㻌
㼚㻩㻡
㻝㻚㻟㻥
㻝㻜㻜
㻝㻚㻟㻠
㻝㻜㻜
㼚㻩㻢
㻝㻚㻤㻜
㻤㻜
㻝㻚㻟㻞
㻝㻜㻜
㻌 平面引張り
㼚㻩㻣
㻝㻚㻤㻞
㻥㻜
㻝㻚㻣㻤
㻝㻜㻜
試験
接着力：N/mm㻞
㻌
㼚㻩㻤
㻝㻚㻠㻢
㻤㻜
㻝㻚㻡㻣
㻝㻜㻜
木部破断率：％
㻌
㼚㻩㻥
㻝㻚㻟㻥
㻤㻜
㻝㻚㻣㻤
㻥㻜
㼚㻩㻝㻜
㻝㻚㻤㻜
㻡㻜
㻝㻚㻡㻡
㻤㻜
㻌
㼚㻩㻝㻝
㻝㻚㻠㻝
㻝㻜㻜
㻝㻚㻜㻜
㻥㻜
㻌
㼚㻩㻝㻞
㻝㻚㻢㻜
㻝㻜㻜
㻝㻚㻝㻠
㻝㻜㻜
㻌
㼚㻩㻝㻟
㻝㻚㻠㻠
㻝㻜㻜
㻞㻚㻜㻝
㻥㻜
㼚㻩㻝㻠
㻝㻚㻠㻢
㻤㻜
㻝㻚㻢㻜
㻥㻜
㻌
㼚㻩㻝㻡
㻝㻚㻟㻥
㻤㻜
㻝㻚㻟㻣
㻝㻜㻜
㻌
㼚㻩㻝㻢
㻝㻚㻠㻢
㻝㻜㻜
㻝㻚㻞㻟
㻝㻜㻜
㼚㻩㻝㻣
㻝㻚㻤㻡
㻣㻜
㻝㻚㻣㻝
㻝㻜㻜
㻌
㼚㻩㻝㻤
㻝㻚㻡㻡
㻣㻜
㻝㻚㻡㻜
㻣㻜
㻌
JAS合否判定(n＝4）
合格
合格
㻌 1類浸せき
台板
◎◎◎◎
◎◎◎◎
剝離試験
塗膜
◎◎◎◎
◎◎◎◎
㻌
JAS合否判定(n＝3）
合格
合格㻌寒熱繰返しＣ
割れ
なし
なし
㻌
膨れ
なし
なし
試験
剝がれ
なし
なし
㻌
JAS合否判定（n＝2）
合格
合格
㻌
染込み
なし
なし
㻌 耐アルカリ試
割れ
なし
なし
験
膨れ
なし
なし
㻌㻝%NaOH(5ml）
剝がれ
なし
なし
２日
㻌
変色
なし
なし
㻌
つやの変化
なし
なし
㻣㻚㻝
㻤㻚㻝
㻌含水率試験
Ｆ☆☆☆
Ｆ☆☆☆
ホルムアルデヒド放散量試験
表示の区分
㻌
ｍｇ／L
㻜㻚㻜㻡
㻜㻚㻝㻡
㻌
㻌
㻌
20
− 20 −

３．顕微鏡写真㻌

試 験 体 㻺㼛．㻌

木口写真㻌

表面面写真㻌

（２００倍レンズ使用）㻌

（２００倍レンズ使用）㻌

㻭Ｍ 㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

ＡＯ㻌

㻌
４．まとめ㻌
・ 㻌１ 類 浸 せ き 剝 離 試 験 の 結 果 、 試 験 体 Ｎ ｏ ． Ａ Ｍ と Ａ Ｏ と も に 、 台 板 、 塗 膜 の 剝
離はなく、ＪＡＳコンクリート型枠用合板基準に適合しています。㻌
・ 㻌含 水 率 試 験 の 結 果 、 試 験 体 Ｎ ｏ ． Ａ Ｍ と Ａ Ｏ と も に 、 １ ４ ％ 以 下 と な り 、 Ｊ Ａ
Ｓコンクリート型枠用合板基準に適合しています。㻌
・ 㻌平 面 引 張 り 試 験 の 結 果 、 試 験 体 Ｎ ｏ ． Ａ Ｍ と Ａ Ｏ と も に 、 １ ． ０ Ｎ ／ ｍ ｍ ２ 以
上となりＪＡＳコンクリート型枠用合板基準に適合しています。㻌
・ 㻌寒 熱 繰 返 し Ｃ 試 験 の 結 果 、 試 験 体 Ｎ ｏ ． Ａ Ｍ と Ａ Ｏ と も に 、 割 れ 、 膨 れ 、 剝 がれはなく、ＪＡＳコンクリート型枠用合板基準に適合しています。㻌
・ 㻌耐 ア ル カ リ 試 験 の 結 果 、試 験 体 Ｎ ｏ ．Ａ Ｍ と Ａ Ｏ と も に 、染 込 み 、割 れ 、膨 れ 、
剝 が れ 、変 色 、つ や の 変 化 は な く 、Ｊ Ａ Ｓ コ ン ク リ ー ト 型 枠 用 合 板 基 準 に 適 合しています。㻌
・ 㻌ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 放 散 量 試 験 の 結 果 、 試 験 体 Ｎ ｏ ． Ａ Ｍ と Ａ Ｏ と も に 、 ０ ． ３
ｍｇ／ Ｌ以下となり、ＪＡＳコンクリート型枠の基準に適合しています。㻌
以上㻌
㻌
㻌
㻌
21
− 21 −

３ ． １ ． ７ 評 価 結 果 の ま と め 
評価結果をまとめると以下の通りである。
① 実 大 曲 げ 剛 性 試 験 の 結 果 、 全 て の 供 試 合 板 で JAS 規 格 基 準 に 合 致 す る 曲 げ 剛 性 が得られた。
② 曲 げ 強 度 試 験 の 結 果 、全 て の 供 試 合 板 で 高 い 曲 げ 強 度 が 得 ら れ 、構 造 用 合 板 の 基 準に 照 ら す と 、 E50-F160 等 級 に 合 致 す る 。
③ 湿 潤 時 の 曲 げ 性 能 の 低 減 は 大 き く な く 、概 ね 80%程 度 と な る こ と か ら 、従 来 の 製 品と同等の耐水性能を有すると判断される。
④1 類浸漬剝離試験の結果、全ての塗装合板試料において台板、塗膜の剝離はなく、
コ ン ク リ ー ト 型 枠 用 合 板 の JAS 規 格 基 準 に 適 合 し て い た 。
⑤ 含 水 率 試 験 の 結 果 、全 て の 塗 装 合 板 試 料 に お い て 含 水 率 は 14%以 下 と な り コ ン ク リ
ー ト 型 枠 用 合 板 の JAS 規 格 基 準 に 適 合 し て い た 。
⑥ 平 面 引 張 り 試 験 の 結 果 、 全 て の 塗 装 合 板 試 料 に お い て 1.0N/mm 2 以 上 と な り コ ン ク
リ ー ト 型 枠 用 合 板 の JAS 規 格 基 準 に 適 合 し て い た 。
⑦寒熱繰り返し C 試験の結果、全ての塗装合板試料において割れ、膨れ、はがれはな く 、 コ ン ク リ ー ト 型 枠 用 合 板 の JAS 規 格 基 準 に 適 合 し て い た 。
⑧ 耐 ア ル カ リ 試 験 の 結 果 、全 て の 塗 装 合 板 試 料 に お い て 染 込 み 、割 れ 、膨 れ 、は が れ 、
変 色 、 つ や の 変 化 は な く 、 コ ン ク リ ー ト 型 枠 用 合 板 の JAS 規 格 基 準 に 適 合 し て いた。
⑨ ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 放 散 量 試 験 の 結 果 、 全 て の 塗 装 合 板 試 料 に お い て 0.5mg/ L 以 下と な り 、 コ ン ク リ ー ト 型 枠 用 合 板 の JAS 規 格 に お け る ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 放 散 量 表
示 の 区 分 で は F☆☆☆に 相 当 し た 。
上 記 の 結 果 よ り 、本 年 度 供 試 し た 合 板 は 、従 来 の 製 品 と 遜 色 な く 使 用 で き る も の と判断される。

22− 22 −

３．２ 地域材を用いた型枠用合板の打設試験
３．２．１ 供試合板
打 設 試 験 に 供 試 し た 合 板 は 、① 公 称 厚 さ 12mm・5 プ ラ イ で 、全 層 ヒ ノ キ の も の（ Ａ Ｉ ）と ② 公 称 厚 さ 12mm・ 5 プ ラ イ で 、 表 板 ・ 裏 板 ・ 心 層 が ラ ー チ （ 北 洋 カ ラ マ ツ ）、 添 え 心
層 が カ ラ マ ツ の 複 合 合 板 (Ａ Ｍ )、 ③ 公 称 厚 さ 12mm・ 5 プ ラ イ で 、 表 板 ・ 裏 板 が ラ ー チ 、
心 層 が カ ラ マ ツ 、 添 え 心 層 が 北 洋 シ ラ カ バ の 複 合 合 板 (Ａ Ｏ )、 及 び ④ 公 称 厚 さ 12mm・ 5
プ ラ イ で 、 表 板 ・ 裏 板 、 心 層 が ラ ー チ 、 添 え 心 層 が カ ラ マ ツ の 複 合 合 板 (Ｕ )を 用 い た 。
 ①、②、③、④は全て塗装である。

３．２．２ 打設試験場所
 打設試験を行った場所は、以下の通りである。
【建築工事現場】① 石 狩 湾 新 港 発 電 所 １ 号 機 新 設 工 事 の う ち 第 ２ 管 理 棟 新 設 工 事（ 3 階 建 て Ｒ Ｃ ）使 用 型
枠（Ｕ）② 岡 山 市 内 マ ン シ ョ ン 建 設 （ 地 上 15 階 建 て ） 使 用 型 枠 （ Ａ Ｉ ）③ 愛 媛 県 松 山 市 内 マ ン シ ョ ン 建 設 （ 10 階 建 て ） 使 用 型 枠 （ Ａ Ｉ ）【土木工事現場】① 三 陸 北 部 森 林 管 理 署 久 慈 支 署 久 喜 地 区 治 山 工 事  使 用 型 枠 （ Ａ Ｍ ）（ Ａ Ｏ ）② 岐阜市内中部プラント水道処理棟ほか改築工事 使用型枠（Ｕ）

３．２．３ 打設試験の評価方法
 コンクリート型枠の打設時の性能評価については、定められた方法がないため、建築工事現場①、②、③及び土木工事②の水道処理棟では、脱型後のコンクリート表面に支点 間 距 離 300mm の 矢 高 計 を あ て 、支 点 間 中 央 部 に お け る 変 位 (凹 凸 )を 測 定 し 、打 設 面 の精度の指標とした。土木工事の治山工事現場では、目視による確認とし、建築及び土木の両現場とも、打設工事を実際に行った工事施工者に聞き取りおよびアンケート調査を行った。

３．２．４ 評価結果
 ３．３現地実証調査の中の調査野帳表、写真等に示す。
野 帳 表 中 の 数 値 は 矢 高 計 測 長 300mm に 対 す る 中 央 部 の 変 位 を 示 し 、 マ イ ナ ス の 数 値 が
壁 面 の 膨 ら み (は ら み )、 プ ラ ス の 数 値 が 壁 面 の へ こ み を 意 味 す る 。 X 方 向 が 幅 方 向 、 Y
方向が長さ方向の変位である。
【建築工事現場】① 石 狩 湾 新 港 発 電 所 の 管 理 棟 新 設 工 事 で は 、 ３ ×６ サ イ ズ 合 板 を 8m の 大 盤 型 枠 と して 外 壁 用 に 使 用 し 、 階 高 が 4.8m 程 度 と 高 く 側 圧 も 高 か っ た が 、 南 洋 材 型 枠 と 遜 色のないコンクリート面の仕上がりとなった。合板が少しやわらかい、シワがあると23− 23 −

の意見があったが、他方、国産材型枠の方が寸法安定性が高い、逆に言えば、最近の 南 洋 材 型 枠 の 質 の 低 下 が 著 し い 、 例 え ば 、 50m 外 壁 で 30mm 縮 ん だ と の こ と で あった。また、国産材合板は、約 1 ヶ月間雨ざらしに合ったが、特に問題はなく、この点も改良されたと評価できる。
 特 に 、 意 見 交 換 の 場 で 北 海 道 型 枠 工 事 業 協 同 組 合 澤 田 理 事 長 よ り 、「 単 管 を 増 やすことについては、我々型枠業者としては、単管１本増やすとコストに影響します
し、今回も単管を増やさなくてもよいようなデータを揃えるべきということで工事を実施すべき」との意見があったことは注目すべきである。
また、北海道では、未だに、無塗装の合板が多く使われているが、最近は、硬化不良が出ることから塗装型枠に変更している傾向が見られる。
転 用 回 数 に つ い て は 3 回 ま で 使 え る（ ２ 回 転 用 ）と 思 う が 、ど の 程 度 ま で 転 用 出 来
るかは未知数とのことであった。このため、今回の現場以降に今後もどのような工事現場で何回使用されるか、枚数を絞ってトレーサビリテイ調査を行っていくこととし、了解して頂いた。
② 岡 山 市 内 の 15 階 建 て マ ン シ ョ ン で は 、 ２ ×６ サ イ ズ 合 板 を 壁 に 、 ３ ×６ サ イ ズ をスラブ（天井）に使用したが、重さは南洋材合板と変わらない、壁面におけるたわ
み・は ら み も 3mm 未 満 で 問 題 な い と の 評 価 で あ っ た 。南 洋 材 合 板 と 比 べ て 、多 少 の
そ り は 出 る も の の 、特 に 問 題 は な く 、壁 用 、ス ラ ブ 用 と も に 、15 階 ま で 転 用 は 大 丈夫とのことであった。ここでも最近の南洋材合板の寸法誤差が大きいことを問題視していた。
③ 愛 媛 県 松 山 市 内 マ ン シ ョ ン 建 設 （ 10 階 建 て ）松 山 市 内 の 10 階 建 て マ ン シ ョ ン に つ い て は 、間 仕 切 り 壁 で ２ ×６ サ イ ズ 400 枚 、ス
ラ ブ で ３ ×６ サ イ ズ 200 枚 を 使 用 し た が 、こ れ ま で の 15 階 建 て マ ン シ ョ ン と 同 様 に 、
特に問題はなかった。マンション建築現場使用後に他の現場での基礎工事で転用を行 う が 、 こ の 場 合 5～ 10 回 程 度 は 使 用 で き る と の こ と 。
【土木工事現場】① 三陸北部森林管理署久慈支署の治山工事（谷止工）では、南洋材合板と全く遜色なく使用できたとのことで、転用回数は、今後使用してみないと分からないが、３回（２回転用）は十分いけるし、その後は、切り使いして基礎等に使用可能とのことであった。
② 岐阜市の中部プラント水道処理棟ほか改築工事（最初沈殿池）では、ここでも南洋材合板と比較して遜色ないとの評価を得た。ただし、多少材がやわらかく釘頭のめ
りこみがあるので、この点は、国産材合板を使用する場合の施工上の注意点としてＰＲしていく必要がある。
指摘された問題点としては、合板塗装面の脱型後のシワ、木目等の発生と土木工事
等側圧の大きい工事における転用回数があげられる。シワについては、これは合板原料の針葉樹の樹種特性により、吸水によって不均一な伸び変形が生じた際に塗装の性24− 24 −

能向上により塗膜が切れず、追随して伸びることで生じるものと推測される。これらへの対応については、シワそのものは、構造上問題がなく、どのように評価すべきか
等が今後の課題である。
国土交通省で特に関心の高い土木工事の転用回数については、今回九州で聞き取り調査を行った（下記聞取り結果）他、建設工事①をはじめ本事業での使用合板の今後の転用状況をトレースしていくことが重要である。

【近場の工務店様からの転用回数に関する聞取り結果】
１ ，九 州 の 工 務 店 は（ 全 国 も そ う か も し れ ま せ ん が ）、土 木 系・一 般 建 築 系・公 共 建 築系と分類されており、土木系の工務店は建築の仕事はあまりしないようです。なお、
この工務店の土木と建築の比率は７：３です。
①南九州西回り自動車道の橋脚工事で使用。上への持ち上がりが出来たので３回（２回転用）使用。
②この転用の時には、打ち放し仕上げの為ノロを落として剥離剤を塗って使用した。
モルタル仕上げを行う際にはコンクリート面にモルタルが載りやすいように、わざと剥離剤を塗らないようにしているとの事。
③この後は、建築の基礎工事に転用したが基礎の内側にのみ使用した。基礎の外側は見えるのでメタルを使用。
④ 土 木 の 工 事 で は 切 り 欠 き が 多 い 為 、３ ×６ の 形 が 残 る の は 全 体 使 用 量 の １ ／ ４ 程 度 。
形が変わってしまうと土木での転用は難しい為、建築工事や建築の基礎工事に転用。
⑤ 切 り 欠 い た 国 産 材 合 板 は 、 切 使 い に て 使 用 す る が 回 数 は ５ ～ ８ 回 程 度 。 ３ ×６ の 形が残る物も転用はするが、切り欠きが入るので転用回数としては同じく５～８回程度。
⑥土木工事の比率が増えると建築への転用がしにくい為、結果的に転用回数が減ってしまう。
２，東尾久のケーソン工事現場のヒアリング結果① 側 壁 の 内 側 （ 見 え る 部 分 ）：  ４ 回② 側壁の外側の埋まってしまう部分： ５～７回
土木工事は地下工事において回数が少ない（２～４回）
また、型枠を組んで２週間～１ヶ月雨ざらしになるため条件が非常に悪い。

25− 25 −

３．３ 現地実証調査
３．３．１ 石狩湾新港発電所施設
国産材等を活用した型枠用合板を利用したコンクリート構造物の実証調査表（建築用）
発 注 者

H電力

工 事 名

石狩湾新港発電所１号機新設工事のうち第２管理棟新設工事（３階建てＲＣ）

施 工 者

前田・岩倉・中山ＪＶ

施工箇所（住所）北海道石狩市新港中央

施工期間（型枠工事：(株)藤井工務店）

平成28年 5月 9日～

平成29年11月30日

S株式会社

製品番号

建物仕様・規模（完成図・施工図等添付）
製造元
規 格
国産材活用合板の規格等（合法木材の板面表示の写真
添付）

樹種単板
構成等

厚さ（mm）12mm

幅（mm） 㻥㻜㻜㼙㼙
ラーチ

裏板

ラーチ

芯板

ラーチ

添芯板

カラマツ

塗 装

５ プライ 板面表示の有無

塗装
国産材活用合板壁
型枠設置総面積（m2又は枚数）㻝㻤㻜㻜㼙㼙

表板

プライ数（単板積層数）

施工に用いた型枠の種類

長さ（mm）

㼁

有

使用枚数

南洋材合板

（鋼材）

500枚
（その他）

計

㻡㻜㻜

スラブ
柱
梁
国産材活用合板

合板型枠の平均転用回数

追跡調査中

南洋材合板

重さ、固さ等施工に当たっての気付
きの点
合板型枠の施工状 型枠1枚当たりの桟木・単管等本数
況（写真
添付）

平面精度

パネル化部分

国産材活用合板により施工したコンクリート表面の仕上がりの様子（南洋材合板との比較）（P３５～P３９を参照）
非パネル化部分

パネル化部分

国産材活用型枠の使用後の様子（南洋材合板との比較）
非パネル化部分

総合評価・意見26− 26 −

回

+ 電力株式会社

27− 27 −

28− 28 −

【建物全景】

①

②

正面

③

④

① 左手が正面側② 裏側③ 裏側と右側の側面

29− 29 −④ 正面の左側の側面

凡例
国産材合板
南洋材合板

30
− 30 −

31− 31 −

石狩湾新港発電所１号機新設工事のうち第２管理棟新築工事

第２管理棟の外観

モックアップ（試し貼り）

モックアップ（試し貼り）南洋材合板

モックアップ（試し貼り）国産型枠
多少たわみ等でるが問題ない。（但し、完全な打放しの場合は、問題あり。）

第２管理棟１階、外壁の建て込み状況

セパとセパの縦の間は、普通 600mm だが、本工事では側（国産型枠、３×６）

圧が高いことから 450mm の間隔としている。桟木は、コンクリートを注入する前の状況

32

60mm×48mm と通常より太い角材を使用。単管は直径50mm。南洋材合板も同じ。

− 32 −

外壁（国産型枠３×６、大盤仕様）

外観（南洋材合板）

スパンは約 8m。重さは約 1040kg。
階高は１階が 4,600mm、２階は 3,300mm、３階は、4,800mm となっている。

第２管理棟１階スラブ

外観（南洋材合板、３×６）（南洋材合板、３×６、合法木材マーク）

33− 33 −

平成  年度 札幌「石狩湾新港発電所」型枠合板実証調査（結果報告）

札幌「石狩湾新港発電所」型枠合板実証調査を下記により実施致しましたので、その結果をご報告いたします。
記
１，実施年月日： 平成  年  月  日（金）

２，場 所： >石狩湾新港発電所@  〒０６１－３２４２  北海道石狩市新港中央
【建物】３階建てのＲＣ
【供試合板Ｕ】（３×６サイズ）５００枚 使用箇所は事務所の外壁。
３，

参加者：８名委 員  中山 正夫   一社 日本建設業連合会 環境経営部会委員
（ 株 大林組 本社環境部 副部長）
委 員  三野輪賢二   一社 日本型枠工事業協会 会長
委 員  木下 武幸   株 -―ケミカル常務取締役
委 員  尾方 伸次 

公財 日本合板検査会、専務理事  

熊谷 政英  セイホク 株 石巻工場 営業部チーフ
西田 直哉   株 -―ケミカル技術開発部第２研究室
事務局長川喜多進日本合板工業組合連合会専務理事
事務局徳山勝義〃 調査部長
４，集合場所・時間：ＪＲ札幌駅 西コンコース北口 １３時００分
       （ジヤンボタクシーに乗車）
       建築現場着：１３時３０分
       （表敬訪問・型枠実証調査打ち合わせ）（３０分）
       現地実証調査（約１時間００分）
       室内意見交換（約１時間００分）
       建築現場発：１６時００分
       札幌駅着： １７時００分
５、現場写真、図面等： 添付フアイルのとおり
６、概要説明、意見交換： 添付フアイルのとおり

34− 34 −

第２管理棟新築工事、現場説明・意見交換（抜粋）吉田 JV 現場所長より概要説明
工事名： 石狩湾新港発電所１号機新設工事のうち第２管理棟新築工事
工事場所： 石狩市新港中央
発注者： Ｈ電力株式会社
工期： 平成 28 年 5 月 9 日～平成 29 年 11 月 30 日
施行形態： ３社の共同企業体（ＪＶ）
工事種目： ＲＣ造の地上３階建て、延床面積： 3,650m2
最高高さ： 14.5m
型枠数量： 16,517m2
全体工程は、工程表に示していますが、当初の予定より遅れています。
下に記事ということで、今までの実施と今後の計画ということで記載しています。現段
階では、１階の立上躯体工事を施工中です。進捗は 10 月末で 33％で若干計画より遅れています。
 ２ページの写真は、今までの全景と主要な工事で、⑥は、南工区でやりました大盤型枠
組み立て状況です。大きいもので、8m 位あります。（高さは、１階が 4,600mm、２階が、3,300mm、３階が 4,800mm）パイプを仕込んで１枚の大板の重さが約 1,040kg です。

Ｓ職長： この場所は、風が強く、平均で 12～15m で毎日クレーンのリミット 10m 以上という中での仕事で、クレーンの吊れる日が限られています。
川喜多： 階高は、１階が 4,600mm、２階が、3,300mm、３階が 4,800mm と言われましたが、１階から２階に上げた時の調整は、どうなるのですか。
Ｓ職長： 階高 3,300mm なので、上に 1,500mm 位余計にパネルが延びた状況です。切らな
いでそのまま使います。病院とか学校とかビル等で階高が同じですと、6 回位まで使えるなら有り難いと思います。
三野輪委員： 平面図の紫色部分がセイホクコートで、黄色部分が南洋材ということです。
熊谷（セイホク(株)）： 合板がやわらかいというのはどうですか。
Ｓ職長： やはりやわらかいです。今までと同じ締め方をしていてもＰコンのめり込む率
が、やわらかいのかということがあります。アクリルの塗料面の剥がれは全く気になるこ35− 35 −

とは無かったです。
 ベニヤがつまるのではないかということで、今回加工したのです。900mm という基本ですが、899mm とかになるのではないかと思いましたが、取りつけて見ると結果は、伸縮しませんでした。基準どおりの寸法でいったのです。今は、我々が使っている南洋材の方が物が悪いです。違う現場で 50m 外壁で使いましたが、30mm 位つまりました。今回、セイホクコートを使ったら、延びないでぴったりした寸法で、正直納まって、つまると思いましたが、つまりませんでした。
三野輪委員： これは、厚さもそうです。セイホクコートは 12mm きちっとありますが、南洋材はないでしょう。
Ｓ職長： 今回のも、桟木と合わせて枠を付けると今回のセイホクコートは、600mm 取れ
ますが、輸入の南洋材は取れないで目違いが生じます。
尾方委員： マレーシア、インドネシアもそうですが、造る時に 899mm で切るのです。日
本に運んだ時に、延びるのを想定しています。在庫している間に延び寸が出て、ＪＡＳの規格自体は、プラスを許容していないので、900mm 丁度で造ると必ずそこがトラブルになってしまいます。そういう意味では、海を越えてこない分だけ、国産型枠の方がぴったり造れると思います。
木下委員：899mm で、マレーシア、インドネシアがやっていたとしても、延びるものと延びないものがある。
Ｓ職長： 外国から来たものは、つまっています。最近の傾向では延びるものよりつまります。
三野輪委員： 寸足らずの方が多いです。スラブなど使うとすぐ分かります。かなてもよくないです。
Ｓ職長： 建築さんの方から割り付けがあって、こちらに補助 400mm 入れて、こちらに400mm 入れて、中 900mm で割ってくれと言われた時に、400mm スタートで、900mm で割っていくと一番最後につまってしまうと補助が 400mm でなく 430mm とかになるのが、一番せつないのです。私共、どうしようもできないのです。うるさいとこでは、何故右左寸法が違うのか言われます。そういう点に関しては、今回使ったセイホクコートについては、延びがなく精度的には良かったのではないかと思っています。
 ここの現場は、仕上げ塗装があるので、シワとか見えてもかまいませんが、打ちっぱな
しではどうなのか、これで良いという人とこれでどうかなという人と、その辺が難しいのではないかと思います。

36− 36 −

中山委員： 建築で、打放しのように見えるけど、コンクリートが見えるような塗装をしませんか。本当の打放しだとなかなか難しいです。
三野輪委員： 型枠だけでなく、コンクリート打設の技術があると思います。
Ｓ職長： 私共だけでなく、コンクリートの打ち方のコールジョイントがどこまでかという、先程、セパレーターのピッチが 600 ピッチといいましたが、そこは何故細かくしているかというのも、コールジョイントを作りたくないのです。極力コンクリートを上まで、上げたいというものもあるから、セパのピッチは細かくしているのです。
木下委員： つまるとか延びるとかというので、保管によって、例えば、雨ざらしに置いていたら延びたとかはないですか。
Ｓ職長： 北海道に関しては、気温差がないから、それほどではないと思いますが、加工している段階では、それほど濡れませんが、加工したものは、外の保管になるので、建て込むまで、１週間から２週間、最終的にコンクリートを打つまでとなると３週間位たつので、その間、一切濡らさないで保管出来るかというとまず 100%無理なので、その辺では多分そういう延び縮みはあまりないと思います。今回、セイホクコートで建て込んで、加工から雨ざらしにあたりながら、現在で１月位経っている状態になっているので、もの的には、雨風に打たれても問題あったとかはないです。
木下委員： 前に関東の方で、Ｐコンを締め込む時に、針葉樹だとめり込みすぎるということで、Ｐコンの周りに模様が出来てしまう、２階３階と上げるに従って、それを少し緩めましょうということにしたら、全然問題なかったのです。
Ｓ職長： 我々は、基本的には、Ｐコンの横には、根太パイプを抱かせなさいといって今回施工させています。パイプが横にあるのと、パイプとパイプの真ん中にあるのとだと、どうしてもそこは凹んでしまうので、なるべくはＰコンの横に根太パイプを抱かしてやって、その浮き沈みを無くしなさいということで、施工させています。ただ締めているだけ
でも型枠の質によっては、そこだけやわらかい部分があるのでめり込み率があったのかと皆さんいっていたのです。
Ｓ職長： 昔は手でしめていましたが、昔と違って、機械のパワーが強いのです。それでいうと、丸パイプより角パイプの方が良いのです。角パイプの方が接点が大きいのです。
そこで丸パイプのひずみというのが出るのです。
中山委員： 大型フレームは、角パイプの方がやり易いのではないですか。
Ｓ職長： やり易さとかは変わらないと思います。精度でいったら角パイプの方が良いと
37− 37 −

思います。接地面が大きいので、その分減らしてしまうのです。中に桟木が入って両サイ
ドに丸パイプが２本、２本入っていますが、角パイプになると接点が大きくなるので、本数を減らしてしまいます。
木下委員： 今まで使っている南洋材型枠をラワンと一口に言いますが、いろいろな木の種類で板を造っていますが、この色の木は使いやすいが、こちらは使いづらいということはないですか。
Ｋ部門長： パネコートに関しては、そんなに差はないのですが、生材ですと最近多いのですが、硬化不良とか起きやすいです。北海道は、内地と違って生材が結構多いのです。
使ってみないと出るか出ないか分からないという部分で、話の中では、黄色ぽいのが出やすいという傾向があるらしいのですが、職人はそこまで気にして加工しないので、わざわ
ざ打放しで新ベニヤでやって糖がでてしまったというのが最近多いのです。
木下委員： そういう意味でいうと、国産針葉樹というのは、表板はラーチやヒノキ等数種類を使用するだけなので、その特性さえつかんで頂ければ、この次どうなるという心配はないと思います。
Ｓ職長： 我々の現場の考えは、硬化不良がでるから、生ベニヤは使いたくないのです。
ウレタンの方を使うのです。でもウレタンを嫌われるところがあるのです。あまりにもつ
るつるになってしまうので、これからの北海道の季節、つるつるになって滑って危ないというのです。
三野輪委員： 使う側にすると、南洋材があり、こちらもあり、ということで、すごく大変なのです。置き場で整理しなければいけないし、パッチワークの可能性もある、明らかに厚さの 1mm 分、そこで段ができてしまうというのが現実にあるので、使う側としては、きっちりしておかなければいけないのですが、さっきの南洋材の 1mm 足らずというのも、昔から言っているのですが、結局そのまんまで、ＪＡＳだからＯＫというのもあるのです
が、寸法の問題は、実際は、これから結構大きな問題になってくるような気がします。
尾方委員： 南洋材も悪くなってきているという話がありましたが、どの辺が一番気になるところですか。表面の仕上げがよくないよいうことですか。
Ｓ職長： 塗装面が昔と比べて、薄くなった感じです。昔は木目等は見えなかったです。
打っても鏡のようになっていましたが、最近はそこまでになりません。
三野輪委員： ベニヤの密度が昔のものに比べると、密度が荒いです。使って見ると分かります。シンヤン、サンヤン、タアン、その辺ですか。

38− 38 −

川喜多： 厚さで 15mm とか 18mm の型枠は、日本ではないと考えてよいですか。
三野輪委員： 15mm はあります。綺麗な平滑な面が欲しいという場所に使います。
Ｓ職長： 重たいし、扱いにくいし大変なのです。一回使ったことがあります。
川喜多： 御相談ですが、１月中旬に３階終わった頃に見に来たいと考えておりますが、その際、普及のため、北海道は今回初めてということもあり、公共事業関係の皆さんで、
北海道開発局とか、道庁、札幌市、北海道森林管理局、最近は国交省が関心があるので、国交省の方もお呼びしたいと考えております。その辺は大丈夫ですか。
Ｙ所長： 大丈夫です。是非、よければ見て頂いた方がよいかと思います。
木下委員： しばれるような時には、工法としてパネルに剥離剤を塗布するとか考えられますか。
Ｓ職長： 剥離剤を塗っても関係ないと思います。どれだけしばれるかによります。コン
クリートは打ってから２日あれば強度が出るので、北海道の場合は、２日の間は採暖をかけているので、しばれることがそんなにないのです。今回は、12 月 28 日に打って、時期的に年内解体するのは不可能なので、多分しばれあがるのでないかと思います。
木下委員： 南洋材でもそういうトラブルというのがありますか。
Ｓ職長： 置いておけば、あります。生を使えば、冬場はしばれ上がって特にあります。
ピットの中は、ベニヤの表面が剥がれます。
川喜多： 北海道の場合は、まだ生材が多いということですが、これからの推移として見ると、徐々に生材が減ってくる傾向にはあるだろうと思われます。生材がよいというお得
意さんは底辺としてはあるのですか。
Ｓ職長： パネコートを指定の打放しというのは、そんなにないです。ただ、企業側として、硬化不良を起きてしまったら、後々まずいよというところがあるところは、パネコー
トを使ったりします。
木下委員： パネコートは何回位使えるのですか。
Ｓ職長： 大工さんの腕だけではなく、コンクリートを打つ人の腕にもよります。やはり 7
回以上は使いたい、マンションで十何回となれば、最後まで使います。中は仕上げがありますが、外は、タイルか塗装になるので、外が結構厳しくなってきます。
39− 39 −

三野輪委員： 基本は穴があいているところが弱くなるので、穴はセパ穴と釘穴でそこが弱くなる、スラブだと落とすので、角が欠ける、角が欠けてしまうと使いづらい。その辺が難しいところです。
川喜多： 年輪のシワとか着色とかいう人もおりますが、どうですか。
Ｙ所長： 頂いた資料を見せて貰いましたが、仕上げがあるので、あまり気になりません。
木下委員： 南洋材の塗料の方で、しわがよりましただとか、問題ありますか。
Ｓ職長： 使う物件の仕上げによると思いますが、その辺は問題ないと思います。打放しのやりっぱなしだと、まずいかも知れませんが、仕上げがあったり、タイル下地だとかは、
全然問題ありません。
三野輪委員： お得意様がＯＫといって下さるか、駄目といってくださるかの判断が、このコンパネが使われるかどうかのポイントなのです。我々に主導権がないわけで、お客さんの判断が非常に重要なのです。長年かけて技術もよくなってきているわけで、合板とかセパレータとか金物とか相対的によくなってきた、新しい素材を使うのであるから、それなりにお客さんのご理解を頂けるようなものでないと駄目いうことです。
Ｓ職長： 今使ってみて、やわらかいといいつつも気を付ければよい面で、ここの現場については 3 階しか使わないから、全然大丈夫と思います。今回やって、次に機会あって、10 回までいけるかは未知数です。
木下委員： その辺は、今までの流山のマンションは 14 階までやりました。その時に問題なかったのですが、そういうのと照らし合わせてみると、今回のような工法でやった時に、どの位まで行くと思われますか。
三野輪委員： やってみないと分かりませんが、4600mm という階高の 5 階建て位やると一番わかりやすいと思います。今まで、この高さを繰り返し使っていないのです。マンショ
ンは 14 階までやって、これでＯＫといってくれまして、よいのは分かっています。この階高のオフィス、銀座の松坂屋でも 4m 位で 2 回目の答えを頂いていないし、それ位の階高の転用できるもの今年やらなければということで、今回こちらでやって頂いています。
Ｓ職長： いろいろやり方はあると思います。4600mm の階高で丸パイプでやりましたが、これを型枠が品質的にやわらかいのであれば、角パイプに変えれば、多分、全然問題ないと思います。

40− 40 −

川喜多： コスト的に、単管パイプと角パイプと違いますか。
Ｓ職長： 各会社によって持っている資材が決まっています。やりかた区分はいろいろできるのです。ベニヤがやわらかいということが分かっていれば、やわらかいなりのやり方が出来ます。セイホクコートの物はよいと思います。
Ｓ職長： ベニヤが軽いのは、硬化不良は出ません。ベニヤが重い方が多分硬化不良が出ています。軽いベニヤは全然出ない、そのかわり転用率は悪いです。重たくて赤みがかっているベニヤは絶対駄目です。打った時点で真っ赤になります。一回使うと出ないのです。
一回目を基礎とかに使って、上に使う分には問題ないです。

41− 41 −

３．３．２ 岡山市内マンション建設
国産材等を活用した型枠用合板を利用したコンクリート構造物の実証調査表（建築用）
発 注 者

K不動産

施 工 者

株式会社 荒木組 （型枠施工者 一次：(株)小林工務店 二次：(株)阿地組）

工 事 名１５階建てマンション新築工事
施工箇所（住所）

岡山市北区津島西坂


施工期間

平成28年 3月 1日～

平成29年10月31日



建物仕様・規模（完成図・施工図等添付）



製造元



規 格

国産材活用合板の規格等
（合法木材の板面表示の写真
添付） 



樹種単板
構成等

㻢㻜㻜㼙㼙㻘
幅（mm）
㻥㻜㻜㼙㼙

厚さ（mm）12mm

裏板

ヒノキ

芯板

ヒノキ

添芯板

ヒノキ

国産材活用合板
壁

㻟㻜㻜

スラブ

㻝㻜㻜



使用枚数
（鋼材）

南洋材合板



有
幅600mm,200枚
幅900mm,200枚
（その他）

計

柱
梁


合板型枠の平均転用回数

国産材活用合板 重さ、固さ等施工に当たっての気付
合板型枠

５ プライ 板面表示の有無

塗装


型枠設置総面積
 （m2又は枚数）

㻝㻤㻜㻜㼙㼙

ヒノキ

塗 装


施工に用いた型枠の種類

長さ（mm）Ａ１

表板

プライ数（単板積層数）



製品名

株式会社 N

きの点の施工状
 型枠1枚当たりの桟木・単管等本数
況（写真
添付） 






幅方向

長さ方向

パネル化して、間に2本桟木を入れている。

パネル化部分 南洋材合板と比べて多少のそりはでるものの、特に問題なく使用されていた。

非パネル化部分

重さは、南洋材合板と変わらない。

壁面等におけるダイヤルゲージによるたわみ・はらみの測定値は、いずれも3mm未満であり、許容範囲の数値であった。（仕上げ処理を実施予定）

平面精度


国産材活用合板により施工したコンクリート表面の仕上がりの様子（南洋材合板との比較）（壁は９階、天井は１０階床）

回

桟木は、米松で、幅27mm、厚さ58mmを使用





南洋材合板

スラブについては、建て込みをして１週間は雨ざらし、その後４週間はコンクリートを入れたままとなっている。これまで８回転用。１５階までは大丈夫と思うとのこと。国産材もラワンも一部はりが出ており、その部分は、新しいものに取り替えている。塗装は、国産材の方が良い（ノロが付きにくい）。毎回ではないが剥離剤を塗っている。今後何回転用できるかの確認が必要である。

パネル化部分

国産材活用型枠の使用後の様子（南洋材合板との比較）



非パネル化部分
総合評価・意見（最近プレキャスト工法（ＰＣ）が増えている。ＰＣは工期が早いがコストは割高となっている。しかし今後の労働力不足等を考えるとＰＣは増大してくると思う。）

42− 42 −



岡山市内（１５階建てマンション）型枠合板実証調査











調査実施部屋（９階）





























43
− 43 −











調査№４




調査№３





調査№２








調査№１














44
− 44 −

45− 45 −

岡山（１５階建てマンション）型枠合板実証調査

9 階スラブ（４回転用）

マンション全景

色のうすいのは南洋材合板、他はオールヒノキ合板（A1）

南洋材合板

ヒノキ合板、寸法の誤差は南洋材合板より少ない４回転用したヒノキ合板

１０階のヒノキ合板建て込み状況（外壁）46− 46 −

９階のスラブ建て込み状況
９階のヒノキ合板のコンクリート壁面

９階の南洋材合板の９階のヒノキ合板のコンクリート壁面

コンクリート壁面

９階のスラブ建て込み状況47− 47 −

３．３．３ 松山市内マンション建設

国産材等を活用した型枠用合板を利用したコンクリート構造物の実証調査表（建築用）
発 注 者

A興産(株)

施 工 者株式会社 門屋組 （型枠施工： 株式会社 中野組



工 事 名

）

１０階建てマンション新築工事
施工箇所（住所）

愛媛県松山市内

施工期間

平成28年 7月 15日～

株式会社 N

製品名

平成29年 8月17日

建物仕様・規模（完成図・施工図等添付）

国産材活用合板の規格等（合法木材の板面表示の写真

添付）



製造元
規 格

樹種単板
構成等

型枠設置総面積（m2又は枚数）㻝㻤㻜㻜㼙㼙

ヒノキ

裏板

ヒノキ

芯板

ヒノキ

添芯板

ヒノキ

５ プライ 板面表示の有無

塗装
国産材活用合板

長さ（mm）

㻭㻵

表板

塗 装

施工に用いた型枠の種類



厚さ（mm）12mm

プライ数（単板積層数）



㻢㻜㻜㼙㼙㻘
幅（mm）
㻥㻜㻜㼙㼙

使用枚数
（鋼材）

南洋材合板

壁

㻠㻜㻜

㻝㻜㻜

スラブ

㻞㻜㻜

㻝㻜㻜

有
幅600mm,200枚
幅900mm,400枚
（その他）

計

柱
梁
国産材活用合板

合板型枠の平均転用回数

壁８回、スラブ４回 南洋材合板

壁８回、スラブ４回

重さ、固さ等施工に当たっての気付

きの点

合板型枠

の施工状 型枠1枚当たりの桟木・単管等本数
況（写真

添付）

幅方向

長さ方向

フレーム２本、間の桟２本、
桟木計４本



平面精度

南洋材合板と遜色ない。



国産材活用合板により施工したコンクリート表面の仕上がりの様子（南洋材合板との比較）（壁は９階、天井は１０階床）

パネル化部分

非パネル化部分



南洋材合板と遜色ない。

南洋材合板と遜色ない。ただし、手すりの部分で少し塗装がはげたところがあるが、仕上げをするので問題ない。



パネル化部分

南洋材合板と遜色ない。

非パネル化部分

南洋材合板と遜色ない。

国産材活用型枠の使用後の様子（南洋材合板との比較）
総合評価・意見

特に遜色なし。
今回の現場での使用後は、基礎工事等で５～１０回使用可能とのこと。

48− 48 −



松山市内（１０階建てマンション）型枠合板実証調査









調査№１





調査№２






調査№３



調査№４














49
− 49 −

50− 50 −

松山市内（１０階建てマンション）型枠合板実証調査

１０階間仕切りの建て込み状況(１)
マンション全景（国産材型枠）

右がヒノキ型枠。９階のスラブ（天井）、

１０階の梁の部分。

中央から左が南洋材型枠のスラブ

ヒノキ合板の建て込み

８階のヒノキ合板のスラブ（天井）１０階の梁の部分。

のコンクリート表面

南洋材合板の建て込み

コンクリート壁面
51− 51 −

８階の南洋材の間仕切りの８階のヒノキ合板の間仕切りのコンクリート

コンクリート表面

表面、（奥は仕上げ加工済み）

４回使用したスラブ（左が南洋材合板、右がヒノキ合板）52− 52 −

３．３．４ 三陸北部森林管理署久慈支署久喜地区治山工事
国産材等を活用した型枠用合板を利用したコンクリート構造物の実証調査表（土木用）
発 注 者

三陸北部森林管理署久慈支署

工 事 名

三陸北部森林管理署久慈支署 久喜地区治山工事

施 工 者

滝内建設株式会社

施工箇所（住所）

久慈市宇部町三崎山国有林

施工期間

平成28年10月25日

コンクリート構造物の規模（完成図・施工図等添付）

規 格

樹種単板
構成等

H株式会社
厚さ（mm）12mm

㻝㻤㻜㻜㼙㼙

ラーチ

裏板

ラーチ

芯板

ラーチ

添芯板

カラマツ

５ プライ 板面表示の有無

塗装
国産材活用合板

有

使用枚数
（鋼材）

南洋材合板

㻟㻜
（その他）

計

１号谷止め工㻤㻠㻚㻟㼙㻞

２号谷止め工㻣㻤㻚㻡㼙㻞

国産材活用合板
合板型枠の平均転用回数
重さ、固さ等施工に当たっての気付
きの点
合板型枠の施工状 型枠1枚当たりの単管本数
況（写真添付）
型枠を補強するための工夫を行った場合は、その内容
平面精度

２回転用あり

南洋材合板

後１回転用可能。その後も基礎等で活用可能
南洋材合板に比べて遜色ない。

幅方向

長さ方向

目視で特に問題ない。

パネル化部分

同上。

非パネル化部分同上。

パネル化部分

同上。

非パネル化部分同上。

国産材活用合板により施工したコンクリート表面の仕上がりの様子（南洋材合板との比較）

国産材活用型枠の使用後の様子（南洋材合板との比較）

総合評価・意見

㻭㻹

表板

塗 装

工事箇所毎の型枠
設置総面積（m2又は枚数）

製品名

幅（mm） 㻢㻜㻜㼙㼙 長さ（mm）

プライ数（単板積層数）

施工に用いた型枠の種類

平成29年 3月10日

久喜１号谷止め工62.5m㻟、（H=1.0m, L=21.5m, V=62.5m3）
久喜２号谷止め工59.0m㻟、（H=1.0m, L=19.3m, V=60.8m 㻟）

製造元

国産材活用合板の規格等（合法木材の板面表示の写真
添付）～

型枠継ぎ目の目違いもなく施工性はよい。
南洋材合板に比べて遜色ない。

53− 53 −

２回目横使い国産材等を活用した型枠用合板を利用したコンクリート構造物の実証調査表（土木用）
発 注 者

三陸北部森林管理署久慈支署

工 事 名

三陸北部森林管理署久慈支署 久喜地区治山工事

施 工 者

滝内建設株式会社

施工箇所（住所）

久慈市宇部町三崎山国有林

施工期間

平成28年10月25日

コンクリート構造物の規模（完成図・施工図等添付）

規 格

樹種単板
構成等

A株式会社
厚さ（mm）12mm

㻝㻤㻜㻜㼙㼙

ラーチ

裏板

ラーチ

芯板

カラマツ

添芯板

北洋シラカバ７ プライ 板面表示の有無

塗装
国産材活用合板

有

使用枚数
（鋼材）

南洋材合板

㻟㻜
（その他）

計

１号谷止め工㻤㻠㻚㻟㼙㻞

２号谷止め工㻣㻤㻚㻡㼙㻞

国産材活用合板
合板型枠の平均転用回数
重さ、固さ等施工に当たっての気付
きの点
合板型枠の施工状 型枠1枚当たりの単管本数
況（写真添付）
型枠を補強するための工夫を行った場合は、その内容
平面精度

２回転用あり

南洋材合板

後１回転用可能。その後も基礎等で活用可能
南洋材合板に比べて遜色ない。

幅方向

長さ方向

目視で特に問題ない。

パネル化部分

同上。

非パネル化部分同上。

パネル化部分

同上。

非パネル化部分同上。

国産材活用合板により施工したコンクリート表面の仕上がりの様子（南洋材合板との比較）

国産材活用型枠の使用後の様子（南洋材合板との比較）

総合評価・意見

㻭㻻

表板

塗 装

工事箇所毎の型枠
設置総面積（m2又は枚数）

製品名

幅（mm） 㻥㻜㻜㼙㼙 長さ（mm）

プライ数（単板積層数）

施工に用いた型枠の種類

平成29年 3月10日

久喜１号谷止め工62.5m㻟、（H=1.0m, L=21.5m, V=62.5m3）
久喜２号谷止め工59.0m㻟、（H=1.0m, L=19.3m, V=60.8m 㻟）

製造元

国産材活用合板の規格等（合法木材の板面表示の写真
添付）～

型枠継ぎ目の目違いもなく施工性はよい。
南洋材合板に比べて遜色ない。

54− 54 −

２回目横使い

久慈支署

治山工事現場55− 55 −

56− 56 −

岩手県久慈市 久喜地区治山工事

１号谷止め工全景（谷川）２号谷止め工全景

２号谷止め工（谷側）

２号谷止め工（谷側）

AM 使用

AO 使用

２号谷止め工（谷側）

２号谷止め工（山側）

中央は南洋材合板
57− 57 −AO 使用

２号谷止め工（山側）

２号谷止め工（山側）

南洋材合板

AM 使用

１号谷止め工（谷側）

１号谷止め工（谷側）

AM 使用

AO 使用

１号谷止め工（谷側）

１号谷止め工（山側）

南洋材合板

南洋材合板
58
− 58 −

３．３．５ 岐阜市内中部プラント水道処理棟ほか改築工事
国産材等を活用した型枠用合板を利用したコンクリート構造物の実証調査表（土木用）
発 注 者

岐阜市上下水道事業部

工 事 名

中部プラント水処理棟ほか改築工事（第３期）

施 工 者

大日本・市川特定建設工事共同企業体

施工箇所（住所）

岐阜市祈年町施工期間

平成28年3月23日～

平成30年3月15日

コンクリート構造物の規模（完成図・施工図等添付） 最初沈殿池（建築面積=1,176m2, コンクリート=3,818m3, 鉄筋= 440トン）

製造元
規 格
国産材活用合板の規格等（合法木材の板面表示の写真
添付）

樹種単板
構成等

S株式会社
厚さ（mm）12mm

製品名

幅（mm） 㻥㻜㻜㼙㼙 長さ（mm）

㻝㻤㻜㻜㼙㼙

表板

ラーチ

裏板

ラーチ

芯板

カラマツ

添芯板

カラマツ

５ プライ 板面表示の有無

プライ数（単板積層数）

塗 装

塗装
国産材活用合板施工に用いた型枠の種類

㼁

有

使用枚数
南洋材合板

（鋼材）

250枚
（その他）

最初沈殿池

計
㻣㻘㻞㻟㻟㼙㻞

工事箇所毎の型枠
設置総面積（m2又は枚数）

国産材活用合板

合板型枠の平均転用回数
重さ、固さ等施工に当たっての気付
きの点
合板型枠の施工状 型枠1枚当たりの単管本数
況（写真添付）
型枠を補強するための工夫を行った場合は、その内容
平面精度

３～４回転用可。

南洋材合板

南洋材合板に比べて遜色ない。
横方向に６cm角パ
イプを４本使用

幅方向

長さ方向

合板は縦使い。桟木（2.5cm×6cm）を長さ方向に６本使用。（両端２本中４本）

ダイヤルゲージで測定した結果、いづれも1mm未満で問題ない。

パネル化部分 南洋材合板と比べて遜色ない。

国産材活用合板により施工したコンクリート表面の仕上がりの様子（南洋材合板との比較）
非パネル化部分

パネル化部分

国産材合板は、南洋材合板に比べて、少しやわらかく釘頭が入り込むが、施工上は問題ない。

国産材活用型枠の使用後の様子（南洋材合板との比較）
非パネル化部分

総合評価・意見

施工性はよく、南洋材合板に比べて遜色ない。

59− 59 −

60− 60 −

岐阜市上下水道事業部
中部プラント水処理棟ほか改築工事（第３期）

最初沈殿池全景

国産材合板建て込み

国産材合板㻌

国産材合板印字

南洋材合板㻌

左側が国産材合板、右側が南洋材合板

脱枠後の状況

61− 61 −

脱枠後のコンクリート面、脱枠後のコンクリート面、左側が国産材合板 U、右側が南洋材合板

右側が国産材合板 U、左側が南洋材合板

脱枠後の型枠面（国産材合板 U）

脱枠後の型枠面、灰色部分は付着したノロ

灰色部分は付着したノロ

左側が南洋材合板、右側が国産合板 U

調査箇所（国産材合板 U）

調査箇所（南洋材合板）

62− 62 −

最初沈殿池平面図

調査№2
調査№１

調査№3
調査№4

国産材合板（U）
             南洋材合板

63− 63 −

64− 64 −

３．４ 成果のまとめと普及及び今後の課題
３．４．１ 成果のまとめ
試 作 し た 合 板 は 全 て 型 枠 用 合 板 の JAS 規 格 基 準 値 を 満 足 し て お り 、カ ラ マ ツ 、ヒ ノ キ 、スギ等の国産材を一部または全層に使用しても要求性能を満たす合板が製造可能である
ことが確認できた。
特にスギを用いると合板の密度が低くなり、強度の課題はあるが、現場での施工性が向上することは利点の一つと考えられる。
0°方 向 、90°方 向 の 曲 げ 性 能 を 比 較 す る と 、す べ て の 合 板 で 0°方 向 (合 板 の 長 手 方 向 )の 曲 げ ヤ ン グ 係 数 は JAS 規 格 基 準 値 を 十 分 満 足 し て い た 。同 じ 樹 種 の 組 み 合 わ せ の 場 合 、
0°方 向 の 曲 げ ヤ ン グ 係 数 が 低 い ほ ど 、90°方 向 (合 板 の 短 手 方 向 )の 曲 げ ヤ ン グ 係 数 が 高い傾向が見られた。各層の単板の厚さや積層数を変えることで、それぞれの方向の曲げ
ヤング係数を設計することが可能であり、使用する樹種の組み合わせを変化させること
でも、各方向の曲げヤング係数を変化させることができる。
本年度供試したコンクリート型枠用合板のなかにも改正規格の「幅方向スパン用」の基準値を満たすものがみられ、特に幅方向の強度性能向上を念頭に置いた製品である記号 W、 X は 幅 方 向 の MOR、 MOE と も に 高 い 数 値 が 得 ら れ て い る 。 こ れ ら の こ と よ り 、
製造方法を工夫することによって、国産材等を用いたコンクリート型枠用合板においても改正規格の基準値への対応が十分可能であることがわかった。
塗 装 合 板 の 性 能 も 同 JAS 規 格 基 準 値 を 満 足 し て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。打 設 時 の実証調査においても、型枠合板の性能としては特段問題なく、従来の南洋材合板と同様に使用可能であることが明らかとなった。
本事業における実証調査の結果、本事業で用いた型枠用合板の強度性能は、コンクリ
ー ト 型 枠 用 合 板 の JAS 規 格 基 準 値 に 合 致 し て お り 、 塗 装 合 板 の 性 能 も 同 JAS 規 格 基 準値を満足していることが明らかとなった。打設時の実証調査においても、型枠合板の性能としては特段問題なく、従来の南洋材合板と同様に基本的に使用可能であることが明らかとなった。打設現場から得られた成果をもとに、現在の使用実態に対応可能である
ことをデータによって示すことで、さらに国産材等を用いた型枠用合板の信頼性を向上できるものと考えられる。
他方、今回の実証調査で指摘された①型枠合板の軽量化等の施工性の改善や②打ちっ
ぱ な し や シ ー ト 直 貼 り 施 工 等 に お け る 、い わ ゆ る シ ワ や 大 量 の 水 か か り に よ る 、た わ み・はらみ、並びに③土木工事等側圧の大きい工事の転用回数の増大等の課題については、
引き続き性能の向上等や使用上の留意点の普及に努めていく必要がある。
３．４．２ 成果の普及
本事業により開発された国産材等を利用した型枠用合板に係る各種性能試験及び現地
実証試験は、現場施工がモデルとなって、関係の建設業界、型枠業界に広く普及されマスコミにも取り上げられた。また、国土交通省大臣官房技術調査課等との意見交換・情報交換を行うとともに（公社）土木学会との連携を深めた。
特に、本事業の成果の活用によって、国産材等を使用したコンクリート型枠用合板の65− 65 −

性 能 等 が 評 価 さ れ 、 平 成 27 年 2 月 3 日 の 閣 議 決 定 に よ り 、「 合 板 型 枠 」 が グ リ ー ン 購 入
法 の 特 定 調 達 物 品 に 追 加 指 定 さ れ た が 、板 面 へ の 合 法 性 証 明 に 係 る 経 過 措 置 が 、平 成 29
年 度 か ら 廃 止 さ れ る こ と に な っ た 。（ 参 考 資 料 参 照 ）主な普及活動等は以下の通りである。


【普及活動】
①  札幌「石狩湾新港発電所」型枠現地説明会実施報告   （林野庁補助事業）
日本合板工業組合連合会
日  時 ： 

平 成  年  月  日 （ 水 ）  札 幌 駅 集 合  ： 
札 幌 駅 解 散  ： 

参加者： 別紙参加者名簿のとおり（３６名）

場  所 ：  【現地検討会】 石狩湾新港発電所
  〒  北 海 道 石 狩 市 新 港 中 央 ４ 丁 目  番 地  他  筆  現 地 確 認 ・ 意 見 交 換   ～   日 本 合 板 工 業 組 合 連 合 会 
株 藤井工務店  【室内説明・意見交換会】 石狩商工会議所会議室（３階）
  〒  北 海 道 石 狩 市 花 川 北 ６ 条 １ 丁 目 ５ 

－

次 第

－


１．

主 催 者 挨 拶       （ 出 席 者 紹 介 ）  ２．

： ～    日 本 合 板 工 業 組 合 連 合 会 （ 日 合 連 ） ： ～ ：  

開 発 型 枠 の 性 能 説 明 等  ： ～ ：    日 合 連  ～    Ｓ 株 式 会 社 
３．

工事概要説明 

： ～ ： 石 狩 第 ２ 管 理 棟 Ｊ Ｖ                         Ｙ所長 

４．

質 疑 応 答 ・ 意 見 交 換  ： ～ ： 
５ ．  林 野 庁 挨 拶    ： ～ ： 
６．  閉会
66

− 66 −



７、検討結果
 現地検討会及び室内説明・意見交換会での討議の結果、国産材型枠合板は、ラワン合板に比べ基本的に遜色なく使用できることが実証されました。
 建 物 の 形 状 は 、 Ｒ Ｃ 造 り の 地 上 ３ 階 建 て 、 建 物 面 積 は P  、 述 べ 床 面 積P  、最 高 高 さ P。型 枠 数 量 は 、P  で 、そ の う ち 国 産 型 枠 使 用 数 量 は 、
 枚 （ 約 P  ） で す 。  現 場 を 担 当 す る 職 長 か ら は 、 今 回 、 階 高 PP の 大 版 を P ス パ ン で 作 っ た 。 国 産
材型枠は、ラワンに比べ柔らかいイメージがあったが、伸縮もなく精度もよく、施工性はとてもよい状況であった。転用回数も今回２回目なので、何回転用できるかについては、３階が完了してからでないと分かりませんが、今の段階では印象はよいという評価を得ました。
 また、各委員や参加者からは、国産材型枠は表面上多少たわみ・はらみがでるが性能上問題はない。日本の型枠技術は、かなりグレードが高くなってきている。国産材
型枠の特性をゼネコンや利用者に知って頂き、広く周知して普及していくことが大切であるという意見を得ました。
（詳細は、別紙議事録のとおり）
























67

− 67 −


札幌「石狩湾新港発電所」型枠現地説明会
（議事録・抜粋）
１，

主催者挨拶（日本合板工業組合連合会 専務理事 川喜多 進）


出席者の紹介（別紙型枠現地説明会出席名簿により出席者の紹介）

２，開発型枠の性能等

日合連 川喜多専務理事より、資料２に基づき説明。

川 喜 多 ：  塗 装 試 験 に つ い て 、 資 料 ３ で (株 )Ｊ － ケ ミ カ ル と 合 板 検 査 会 で 、 今 年 行 っ た
塗装試験です。これまで試験を行った試験内容を含めて概要を説明して頂ければと思います。

木下委員より、資料３に基づき説明。

尾方委員より、資料３に基づき説明。
川 喜 多 ：  次 に 、 国 産 材 型 枠 合 板 （ Ｕ ） を 製 造 さ れ て い Ｓ (株 )の Ｋ 様 よ り 概 要 を 説 明 願
います。

Ｋ氏より、資料「国産針葉樹塗装型枠用合板Ｕ」基づき説明。

Ｋ： Ｕは、北洋カラマツと国産カラマツで製造した合板に塗装を施したものになります。
当 社 は 、以 前 ス ギ を 使 用 し た 全 層 ス ギ の 塗 装 型 枠 合 板 を 製 造 し て い ま し た 。そ の 時 は 型
枠が屋外で使われて、使用環境が厳しく現場での雨濡れ等で反りネジレの問題が発生しました。スギの比重が低くて水分を含みやすい樹種で寸法変化が大きかったのが原因と思っています。
 現状のＵについては、寸法変化が小さくなるように北洋カラマツと国産カラマツと樹種を決めて製造しております。又、寸法を安定させるということで、合板の木口には、防水剤を重塗りして水分が入らないように対応をしております。
 塗装については、７回塗りをしています。目止めを兼ねたシーラー塗装をした後にウ68− 68 −

レタン塗装を６回重塗りして表面を平滑にしています。合法性については、グリーン購入法の特定調達品目に指定された型枠用合板です。原料の北洋カラマツは、ロシアから
全てＦＳＣ認証材を購入しており、国産カラマツは、岩手県、北海道、宮城近県から合法証明材を全て購入しています。合板１枚、１枚に合法木材を使用していることと事業者認定番号、認定団体名を表示しています。生産量については、直近の生産は、月に３×６ の 合 板 で 、 ５ 万 枚 か ら ８ 万 枚 生 産 し て い ま す 。 塗 装 設 備 は 、 昨 年 塗 装 ラ イ ン を 増 設して、生産キャパは、月に３０万枚を生産できる設備になっています。現状は、受注にあった製造をしているところです。

３、工事概要説明

川喜多：次に、工事概要説明ということで、今回大変お世話になりました、石狩第２管
理棟ＪＶのＹ所長様にご説明をお願い致します。

Ｙ 所 長 よ り 、 資 料 ４ 「 石 狩 湾 新 港 発 電 所 １ 号 機 新 設 工 事 の う ち 第 ２ 管 理 棟 新 設 工 事 」、別途配布資料「石狩湾新港発電所新設工事進捗状況」及びパンフレット「石狩湾新港発電所」に基づき説明。

Ｙ所長： 共同企業体のＹでございます。本日は寒い中でのご参加ありがとうございまし た 。工 事 名 は 、「 石 狩 湾 新 港 発 電 所 １ 号 機 新 設 工 事 の う ち 第 ２ 管 理 棟 新 設 工 事 」と「 受電用変圧器基礎新設工事」となっています。
 発注者は、Ｈ電力株式会社です。
 建物の用途は、事務所となっていますが、中は半分以上が機械室になっています。建物 の 形 状 は 、Ｒ Ｃ 造 り の 地 上 ３ 階 建 て と い う 形 に な っ て い ま す 。建 築 面 積 は 、P、
延 床 面 積 P 、 最 高 高 さ は 、 P で す 。 主 要 工 事 材 料 の 中 で 、 型 枠 数 量 は 、P ご ざ ま し て 、床 、壁 、柱 、梁 全 て 含 ん で い ま す 。そ の う ち 国 産 材 の 数 量 は 、Pほど使用という形になっています。
 Ｈ電力さんに、国産材を使う時にお伺いを立てた経緯がありまして、今回、見学会のお話をさせて頂きましたところ、Ｈ電力さんの方から今回の石狩新港発電所の全体の概要と昨年１１月２０現在の進捗の資料を皆さんに配って下さいということで、承ってまいりましたので、配布させて頂きました。
 今回、Ｈ電力さんは、石狩新港発電所ということで、手前どもの今日見て頂いた敷地の向かい側に火力発電所を組み立てています。パンフレットの７ページと８ページ目を見て頂けると全体像が分かると思います。中央水路を挟んで、発電所エリアとＬＮＧ基地とあり、今回ＬＮＧ基地で工事を受け承っています。Ｈ電力さんの方は、現在ＬＮＧ
火力発電所の新設ということで、１号機を建設中ということで、こちらの詳細を工事進
69− 69 −

捗状況で工事状況が出ています。進捗率は、１１月末現在、発電所側が３０％、ＬＮＧ
基地側が４６％となっています。
 工事進捗状況資料の１７ページ目が、上空からうつした写真となっています。最終的な Ｈ 電 力 さ ん の １ 号 機 の 発 電 所 が 稼 働 す る の が 2019 年 の 2 月 と い う こ と で 、 そ れ に 目
指して手前どもの方も施工しているという状況になっています。ＬＮＧ基地にあります
タ ン ク に 関 し ま し て は 、 日 本 国 内 で 最 大 の タ ン ク と い う こ と で 、 ２ ３ 万 KL に な っ て います。工事内容は以上となります。

川喜多： ありがとうございました。

川 喜 多： 次 に 資 料 ６ で す が 、「 型 枠 用 合 板 実 証 調 査 野 帳 」で す 。今 日 、現 地 で 見 て 頂 きました、国産型枠とラワン型枠とで、矢高計でたわみ・はらみが起きやすいところを調査した結果が、資料６でございます。昨年末に１階の調査をさせて頂きました。図面がありますが、これの○が測定箇所で、ここでどの程度凹凸があるか調査を致しました。
☆印は、セパ穴の位置で、セパ穴の周囲はどうしても凹凸が出やすいということがございますので、そこを外して調査をしておりますが、横のたわみ・はらみ、縦のたわみ・は ら み を Ｘ 、 Ｙ で 数 値 を 出 し て い ま す が 、 ラ ワ ン の 方 で 1mm を 越 え て い る と こ ろ が あ
り ま す が 、殆 ど が 1mm 以 下 の た わ み ・ は ら み と い う こ と で 、一 般 的 に は 、 3mm 程 度 ま
で は 、大 丈 夫 と い う こ と で す 。1mm 未 満 と い う 数 値 は 、全 く 問 題 な い と い う ふ う に 伺 っております。これを見ますと、今回の調査をするために２種類の型枠を使って頂いたのですが、たわみ・はらみについては、問題ないと伺っております。こういう調査を今までやってきておりまして、１５階建てマンションの１５階の調査も同じように矢高計で調査をさせて頂きまして、特に問題ない。特にセパ穴の近く以外は問題ないということでございました。

４、質疑応答・意見交換

川喜多： 以上で資料の説明を終わらせて頂きたいと思います。今回、委員の先生方に
来 て 頂 い て お り ま す の で 、委 員 の 先 生 方 に コ メ ン ト を 頂 き た い と 思 い ま す が 、そ の 前 に 、現場で実際に型枠を使用して頂いた、Ｓ職長さんに使い勝手等についてお話頂ければと思います。よろしくお願い申し上げます。

Ｓ職長： 今回、国産材型枠を使って、正直な話ですが物に関しては、セイホクさんの型 枠 は 、 ３ ×６ で 貰 っ て い ま す が 、 寸 法 と か な て 関 係 は 、 よ い イ メ ー ジ で し た 。 輸 入 型
枠 を 使 う と 、 階 高 4,800mm の 大 版 を 8m ス パ ン で 作 っ た の で す が 、 ど う し て も 伸 び 寸法がでたり、かなてが悪くて実際取り付けるときに隙間が開いたり結構あるのですが、70− 70 −

今回のセイホクさんの型枠に関しては、正直伸びることもなく、精度もよくて施工面ではよい状況でした。ただ、国産材で、柔らかさが、セイホクさんの型枠は、正直使った
印象的には、柔らかいというイメージがありました。セパレータとの接地面積は角パイプに劣ると思うので、角パイプを使用する中で使用して行けば、たわみは、セパレータの部分でたわみはなくなるのではないかと思います。転用回数も今回３回目なので、３回目では、ベニヤのよれだとか今のところなく、これが、５、６、７、８、９と何回転用できるかについては、やっていないので分かりませんが、今の段階では、印象は悪くなく、使わして頂いています。柔らかいというイメージと加工のとき、圧力の加減次第でできるのですが、あまり強い圧力をかけるとどうしても釘が入り込みすぎて、釘穴でベニヤがへこんでしまうかなというイメージがあります。解体するときに、ベニヤの頭がかすれてしまうか実証してないので分かりませんが、今月末ぐらいにコンクリートを打つのですが、脱型してばらして、そのベニヤをセンターに持ち帰ったときに、セイホクさんのベニヤをまぜて、次の現場の枠を作った時に、柔らかさがあり、分けて作らな
いといけないかと思っています。
 実際に使ってみて、寸法とかよかったので、その面に関しては良かったと思っています。後、値段がどういうふうになるか分かりませんが、型枠を脱型したとき、打ちっぱ
なしのむらというのがあります。打ちっぱなしとして採用するには、正直どうなのか、
ここの現場に限っては、表面的には見られるので、良いと思いますが、打ちっぱなし型
枠の精度としての表面のむらがでているのは、この先、どう対応して貰えるかという話だけで、うちらにとっては、使う面では全く大丈夫です。
三 野 輪 委 員 ：  一 つ 厚 み 12mm で 、 輸 入 材 は 11mm 位 で 、 も し パ ネ ル 同 士 で 繋 げ る と
1mm 位 の 段 差 が で て し ま う 可 能 性 が あ り ま す が 、 そ の 辺 は ど う で し た か 。

Ｓ職長： たまたまひさしの部分とか、どうしても輸入型枠を使った部分と、脱型後に表 面 に あ り ま し た が 、1mm に 関 し て は 、影 響 は な い と 思 い ま す 。打 ち っ ぱ な し で あ れ ば
別 で す が 、今 回 に 関 し て は 、1mm と い う の は 、全 く 問 題 な か っ た と い う こ と で 良 い 評 価を貰っています。

三野輪委員： 今回、いろいろ拝見した中で出てきた意見、私も現場で話ましたが、解体した後に、局部的にしわがよっている状況というのは、結構見られるということで、表面を触ってみると、その部分で多少凸凹があるとか、転用した後のセパのところ、同じ圧で締めると穴が開いているセパ穴のところから水分が入ってくるので、その部分が弱くなって入り込む状況が見られていますね。その辺が、今までのいろいろな現場で似たような状況がありました。こういう物だという理解の中で使って行くということが、重要だと思います。南洋材と全く同じような感覚で使ってしまうと、これではまずいで71− 71 −

すねと言われてしまう部分が当然出てくると思います。その辺は使う側で、判断をしなければいけないのと、当然我々のお客さんであるゼネコンさんにもその辺の説明をきっちりしていく必要があると思います。
 この中にもでていますが、これをどうやって使えばよいか、去年皆様もご覧になった
１４階建てをやりましたが、間仕切り壁で１３回転用して十分使えるわけで、その使えた 理 由 は 、 一 つ は 、 側 圧 が そ ん な に 掛 か ら な い 、 階 高 が 3m く ら い で 、 今 日 の 現 場 の 階
高ははるかに高いので、側圧的には今回の方が厳しい状況で使われているということになります。側圧が少ないという条件と、かつ、パネル化をするということ、このパネル化というのもこの中に書いてありますが、パネルを作って使うことによって、製品が曲がろうとするのを防ぐことができるであろう。治山ダムでも横使いでやっている現場があり、構造的に問題はないが、多少合板がしなっていく、構造的に問題はないのだが、施工者はこれでは駄目なのだと言われる方もいます。それは、治山ダムの仕事でそれなりの評価を貰って次の仕事につなげたい、発注者へのアピール、施工者側の思いが、これでは駄目だという評価になってしまう。
 我々が使うのは、ゼネコンさんに評価を求めなければならないので、その辺が使い方をある程度考えて使って行くということで、元請けのご理解を得る。今の話にありまし
たが、まったく化粧の打ちっぱなしで使えるかと、どうだろうといわれましたが、そう
い う 状 況 が あ る と い か が な も の か 、と い う ふ う な こ と は 、今 で も 残 っ て い る と 思 い ま す 。
 それと、例えば、こういうものを使おう、というのであれば、こういう状況になる、
日本の型枠技術は、かなりグレードが高い部分にある、グレードが高くなっている理由
は一つは合板にある、合板とセパレータという材料がうまくかみ合って、日本の型枠技
術は世界の中で、かなりグレードの高いところにある。そのうちの一つの合板を変えようとしたときには、施工者だけでなく、ゼネコンさんを交えてこういう話をして行かな
いといけない。それと、当然その中で、それではこれでも使ってもよいでないかという部分で、使うようにしていこうということも含め、ゼネコンさんの意見は我々にとっては重要なのです。そういう意味では、本当のゼネコンさんにこういうものなのだということを知って頂くことが必要なのかと思います。
 １回目については、職長さんが言われるようになんら遜色ないですという話がでました。今回、外部であれだけの階高でやったのは、全く初めてでございまして、そういう意味では、私の中の予想よりはるかに良い出来であることは間違いないと思います。
 これをどういうふうに、こういう評価が出ているということ、それと、ゼネコンさん
を交えてどう使っていくかという議論にしていかないと、いつまでもここで止まってしまうことになるので、我々、日合連を含めてどういう方向に持って行くかという話に繋がっていくのではないかと思います。

川喜多： 次に、中山委員からコメントを頂きたいと思います。
72− 72 −

中山委員： 今回、２回転用ですが、３回目転用で、みえないところがありますが、見た 感 覚 で い う と 、 南 洋 材 の 塗 装 が よ く な い と い う 感 じ が し ま し た 。 セ イ ホ ク (株 )の 塗 装がよい感じがしました。私は、土木屋なので、あまり化粧もしなくて、打ちっぱなしなのです。どうかという話になると基本的に問題ないと思います。
 土木の構造物は、基本的に寸法だけなのです。表面が多少でても基本的には、あまり問題ないです。今日、セパ穴のところが引っ張られているところがあって、セイホクさんの方が多かったかと思いますが、柔らかいということで、今回、塗装だということなので、外壁でタイルをはるとか問題ないと思います。用途によってこれでよいというのと、打ちっぱなしは、少しきついのかというところは少しあります。用途によって判断が変わると思います。押しなべて何年間か見ていますが、年々合板自体が良くなってきています。当初見たときからすると、メーカーさんがいろいろ考えて造られていると思いますし、物としては良くなってきているかと思います。

三野輪委員： これはセイホクさんの話ではありませんが、沖縄に持っていかれて使われていた無塗装で、単純に凸凹しているのをそのままで使っている、それでもＯＫですというエリアもあるのです。そいうゼネコンさんもある、そういう判断というのが重要なのだと思います。

川喜多： ありがとうございました。今、塗装の話がでましたが、北海道では、相当無塗装が使われているという話で、実際無塗装の型枠が作業場に沢山おいてありました。
無塗装を北海道でまだ相当使われているという背景というか、澤田理事長様にお話し頂ければと思います。

澤 田 理 事 長（ 北 海 道 型 枠 工 業 協 同 組 合 ）： 北 海 道 で は 塗 装 型 枠 は 、最 近 マ ン シ ョ ン 関 係
では、必ず使いますが、一般的には使わないです。ゼネコンさんにもよってタイル張り
下地には塗装型枠は使わないでくださいといったところもありますし、我々は、転用させたいために塗装型枠を使うという形です。３階、４階くらいの建物ですと生のものを使っています。先ほど見させて頂いて、個人的に思ったのは、言われなければわからない程度かと、針葉樹国産の合板も大分良くなってきている、同じ部位で上がっていくのはよいでしようが、それが下がってきて、切ってどこかに使うとかした場合に、たわみとかどう影響するのかと思いました。

尾方委員： 我々、国産型枠を検査していますが、輸入型枠も検査しています。材面が悪くなってきていると聞くのですが、職長さんどうでしょうか。

73− 73 −

Ｓ職長： 表面的には、多分そんなに問題ないと思うのですが、輸入型枠で塗りの悪いも の が あ り 、か な て と 寸 法 が 悪 い の で す 。50m ス パ ン で 35mm ぐ ら い も つ ま っ て し ま います。

尾方委員： 原木の調達がマレーシアとか厳しくなってきていて、植林木も多少使うよ
うになってきました。基本的に型枠にはそんなに、柔らかい材は使わないのですが、昔のように単一の樹種で、ラワンといわれるようなもので、製品を造るのは難しく、工場
によっては、何種類もの原木を使い分けて造らざるをえない、さらに、従来は外側の辺材のしっかりした材料だけを使って合板を造っていたのですが、歩止まりを上げるために心に近いところの材も使って製品を造るようになった、当然、そうなると単板もいろ
いろな種類が混ざるようになってきて、そういうこともあって寸法もバラツキが大きくなっているということは、現実的にはある。そういう意味では、国産の針葉樹の型枠が樹種が限定された状態で造られているので、寸法精度がよい方へ行っているのかと思います。シワの発生は、早材、晩材の年輪だけで出てくるものでなくて、含水率等も変化
で収縮が発生して、シワが起きるのではないかと渋沢先生が話していましたので、この辺については、現場の管理でどの程度抑えることができるのか課題かと思います。

木下委員： Ｊ―ケミカルの木下です。今回は、塗料で参加させて頂いていますが、合板用の接着剤も製造して合板に使って頂いています。型枠用ですとか構造用ですとか接着剤で使って頂いています。針葉樹といっても非常に限定された樹種しか使われていな
い、カラマツ、ラーチ、スギ、ヒノキ等限られた樹種で、製造されますので、非常にコントロールしやすいということがあります。一方で南洋材はというと、切削の方からコントロールしないと表面性のよい単板がとれないことがあります。現実、セイホクさん
では、スギとカラマツ、明らかに切削条件を変えたり、そういうことをされています。
それによって、出来上がってくる単板が表面性のよい単板が出てくる、これは単に塗装した後の製品でなく、単板の状態から針葉樹に適した造り方をしているということで、
こ れ は 、 10 年 、 20 年 以 上 か け て 蓄 積 さ れ た 技 術 が あ っ て 、 そ う い う 今 日 の 型 枠 に 繋 がってきているのだと思います。塗装の方でいえば、漆塗りでもそうですが、塗りを重ねて 行 け ば よ い 板 が で き る の で 、今 、７ 回 塗 り を し て い ま す 、針 葉 樹 の 年 輪 の あ る と こ ろ 、節のあるところ、塗料と下の板の密着性をよくすることとか、下の水分をできるだけ吸わないようにするとか、下塗りを何回もして、それから上塗りをする、重ね塗りをすることによって、塗装も出来るだけ、昔の塗装型枠と違うというふうに、ありがたい評価を頂いているのは、そういうところもあると思います。合板の造り方、塗装の仕方というのが、まさに昔と違ってきているという評価を頂いているのは、そういうところかと思います。
 今回、型枠についても、表面性とコンクリートを打ったものを性能が担保されている
74− 74 −

のかは、別に切り離す必要があると思います。表面性についていうならば、たしかに木目があったり、シワの部分があったりしますので、これは、見た目にはよくないかも知れませんが、そういう物なのだということで、針葉樹塗装型枠をそういう認識で使って頂ければ、単管の量をすこし増やすとか桟木の幅を少し増やすだとかでクリアできるのであれば、針葉樹型枠が使って頂ければ、もっと普及するのかと思っています。

川喜多： どうもありがとうございました。今回、国土交通省から古本室長様がご参加頂いておりますので、コメントを頂ければと思います。

古本室長： 国交省国土技術政策総合研究所社会資本システム研究室長の古本と申します。初めて見させて頂いたのですが、今回の現場ではそれほど大きな違いがないということが、第一印象としてありました。先ほど中山委員の方からも話しがありましたが、土木の世界では寸法が基本なので、木目であるとかたわみについても、構造上或いは性
能上に支障がないようなものであれば、問題ないと思います。使い勝手だとか価格だといった課題があるかと思いますが、性能的に全く使えないというものではないという印象でした。

Ｓ 理 事 長（ 北 海 道 型 枠 工 事 業 協 同 組 合 理 事 長 ）： 先 ほ ど 、単 管 を 増 や し て と い う 話 し ですが、我々型枠業者としては、単管１本増やすとコストに影響しますし、今回単管を増やさなくてもよいようなデータを揃えての説明会と思って参加させて頂いておりますので、その辺もよろしくお願い申し上げます。

川喜多： 我々の現場の実証試験につきましては、単管の数等については、ラワン型枠と全く変わらない条件で行っております。
Ｋ 部 門 長（ (株 )Ｆ 工 務 店 ）： 通 常 北 海 道 で い う と ３ 階 建 て ぐ ら い で す と 生 ベ ニ ヤ で 打 ちっぱなしで使うことが多いです。今回、お話頂いた北電さんのお仕事ということで、かなり厳しいということで、生材だと硬化不良がすごく大きいというのがあって、その防止も含めて、今回仕事をさせて頂いてありがとうございました。

５，林野庁挨拶

山之内課長： 北海道森林管理局資源活用第一課の山之内です。林野庁木材産業課時代に 、こ こ に お ら れ る 委 員 の 方 々 に お つ き あ い 頂 い て 、現 場 で 実 証 調 査 を 進 め て 来 ま し た 。
現場は、治山堰堤であったり、マンションであったり等、国産材を使った型枠合板の性
能アップと普及を進めてきました。皆様のご協力のもとにこの事業を行ってきたところ
75− 75 −

でございます。今日は、林野用の補助事業の担当者は参っておりませんが、林野庁としては、国産の型枠合板がラワン合板に遜色なく使えるような状況になっていけばと思っております。こうした積み重ねたデータとか試験で得られた課題や知見を、実際に実用化を進めて行くうえで活用して頂いて、少しでも実際に使って頂くためには、正しい理解、正しい使い方、こういった型枠合板は、こういう性能でこうした使い方をするとこう使用できるということを、先程来委員の先生方がおっしゃられているとおりで、それを広く使う方々に理解して頂いて、使って貰うことを進めて行けば、自ずと使われるよ
うになり普及するものと思います。






























76

− 76 −









































77

− 77 −②  木材工学委員会編集の「土木技術者のための木材工学入門」の発刊
  月  日の木材利用シンポジュームで、国産材型枠用合板を紹介した「土木技術者のための木材工学入門リーフが紹介され販売が開始された。




































78

− 78 −


③ 木材工学委員会木製建設資料に関する研究小委員会の開催。
平 成  年  月  日 に 土 木 会 館 に お い て 、 研 究 小 委 員 会 が 開 催 さ れ 国 産 材 型 枠 用合板に関するアンケートについて議論された。


④ 「土木における木材の利用拡大に関する横断的研究会」による、国土交通省及び林野庁への提言。
 年  月 ２ ２ 日 
林野庁
長官 今井 敏 様
提言「土木分野での木材利用拡大に向けて」（案）
―地球温暖化緩和・林業再生・持続可能な建設産業を目指して―                 （抜粋）
 &23（ パ リ 会 議 ）以 降 ，途 上 国 を 含 む 世 界 が 長 期 的 な 目 標 を 掲 げ て 温 室 効 果 ガ ス の
削 減 に 取 り 組 む こ と と な り ま し た ．木 材 の 利 用 は ，地 球 温 暖 化 緩 和 に 極 め て 有 効 で す ．
日本は森林国家であり，この豊富な森林資源の利用拡大が，地球温暖化緩和の大きな担い手となります．土木分野で木材利用を拡大し，以下を目指すべきだと考えます．
（４）森林国家日本から発信する土木木材利用拡大による持続可能な建設技術の海外への展開
 これを推進するにあたり，関係行政官庁に以下を提言し要望致します．
提言１：土木分野における木材利用量の実態を把握すること
提言２：木材利用拡大へ向けた技術開発の支援と利用機会を創出すること
提言３：土木分野における環境負荷低減に資する木材利用を推進すること
土木における木材の利用拡大に関する横断的研究会
委員長 今村祐嗣
一般社団法人日本森林学会
会長 中村太士
一般社団法人日本木材学会
会長 鮫島正浩
公益社団法人土木学会
会 長  田 代 民 治 
提言２：木材利用拡大へ向けた技術開発の支援と利用機会を創出すること 丸太を用いた地盤改良工法やコンクリート型枠用合板などの開発により，木材利用量は確実に増加してきました．今後，新たな木材利用技術の開発及びこれら技術の環境的効果の定量的な評価手法などを開発することで，木材利用量のさらなる拡大が期待されます．このために，継続的な技術開発の推進と，新技術を活用する機会を設け，これら技術の活用効果の評価事例の蓄積を進めることが必要
79− 79 −

です．
 同時に，木材は，川上から川下へ安定的に流れてこそ，利用量が拡大します．
土木利用における木材流通の安定化のためには，川上から川下までを考えた支援と，流れを促すシステムの構築が必要です．
＜賛同団体＞
学術団体※：（公社）地盤工学会，（公社）日本木材加工技術協会，（一社）日本治山治水協会，（公社）日本木材保存協会，日本緑化工学会

その他団体：（公社）国土緑化推進機構，全国森林組合連合会，全国素材生産業協同組合連合会，（一社）全国木材協同組合連合会，（一社）全国木材組合連合会，（公社 ） 大 日 本 山 林 会 ，（ 一 社 ） 日 本 森 林 技 術 協 会 ，（ 一 社 ） 日 本 木 材 総 合 情 報 セ ン タ ー ，（一社）日本林業協会，木材活用地盤対策研究会，木材利用推進中央協議会、日本合板工業組合連合会
※ 学 術 団 体 ： 日 本 学 術 会 議 協 力 学 術 研 究 団 体 
⑤ イベント等での普及ＰＲ活動
ア 、  エ コ プ ロ ダ ク ツ 
・ 日 時 ・ 場 所 ： 平 成  年  月  日 （ 木 ） ～  日 （ 金 ） 東 京 ビ ッ ク サ イ ト 
・ 来 場 者 数 ：   人   ・ 展 示 概 要 













イ、 ジャパンホームショー
・ 日 時 ・ 場 所 ： 平 成  年  月  日 （ 水 ） ～  日 （ 金 ） 東 京 ビ ッ ク サ イ ト 
・ 来 場 者 数 ：   人 80− 80 −

ウ、 多摩産材利用拡大フェア
・ 日 時 ・ 場 所 ： 平 成  年  月  日 （ 月 ） ～  日 （ 火 ） す み だ 産 業 会 館     ・展示概要
















エ、 針葉樹塗装型枠合板ＰＲ＠札幌展示会
・ 日 時 ・ 場 所 ： 平 成  年  月  日 （ 水 ） ～  日 （ 木 ） ア ク セ ス サ ッ ポ ロ 
・来場者数：４，８００人    ・展示概要
















81

− 81 −
























〇 PR結 果 
2日 間 合 計 で 同 ブ ー ス に 立 ち 寄 っ て 下 さ っ た お 客 様 は 50名 程 度 。工 務 店 の お 客 様 が 8割 。
尺角サンプルを見せながら「針葉樹の塗装合板をご存知ですか？」と案内していた。
結 果 と し て は 1割 も 、 針 葉 樹 塗 装 型 枠 合 板 の 存 在 を 知 ら な か っ た 。 予 想 以 上 に 認 知 されていなかった。
お客様からの質問の中で最も多かった質問が、「値段はいくらか？」であった。生の
コ ン パ ネ よ り 同 値 or安 価 で あ れ ば こ ち ら を 使 っ て み た い と い う 方 が 大 半 で あ っ た 印 象 。
ブースに立ち寄られた方の中で「質」を第一優先に考えている方は多くなかったと感じる。（たわみは大丈夫か？との懸念の声は何度か聞かれたが）。
道内の工務店の方にとって「新しい物」である針葉樹の型枠合板は、マイナスなイメージの様子は無く、むしろ価格がリーズナブルであれば積極的に使用してみたいとの事で尺角のサンプル・資料を手にして行かれた。






82

− 82 −

３．４．３ 今後の課題
本事業における実証調査の結果、供試したコンクリート型枠用合板は、全て型枠用合板の JAS 規 格 基 準 値 を 満 足 し て お り 、 過 去 の 成 果 と 合 わ せ 、 カ ラ マ ツ 、 ヒ ノ キ 、 ス ギ 等 の 地
域材を一部または全層に使用しても要求性能を満たす合板が製造可能であることが確認できた。
さ ら に 、 改 正 JAS 規 格 の 「 幅 方 向 ス パ ン 用 」 の 基 準 値 も 満 た す 製 品 が み ら れ 、 特 に 幅 方
向 の 強 度 性 能 向 上 を 念 頭 に 置 い た 製 品 で は 、 長 さ 方 向 、 幅 方 向 の 曲 げ 強 さ (MOR)、 曲 げ ヤ
ン グ 係 数 (MOE)と も に 高 い 数 値 が 得 ら れ て い る 。 こ れ ら の こ と よ り 、 製 造 方 法 を 工 夫 す る
ことによって、地域材を用いたコンクリート型枠用合板においても改正規格の基準値への対応が十分可能であることがわかった。
塗 装 合 板 の 性 能 も 同 JAS 規 格 基 準 値 を 満 足 し て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。打 設 時 の 実
証調査においても、型枠合板の性能としては特段問題なく、従来の南洋材合板と同様の性能を有することが明らかとなった。
打設時の実証調査においても、型枠合板の性能としては特段問題なく、商業施設、マンションの間仕切りや床スラブ、治山工事や鉄道工事、道路建設に使用しても従来の南洋材
合 板 と 同 様 に 使 用 可 能 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。打 設 現 場 か ら 得 ら れ た 成 果 を も と に 、
現在の使用実態に対応可能であることをデータによって示すことで、さらに地域材を用いた型枠用合板の信頼性を向上できるものと考えられる。
指摘された問題点としては、合板塗装面の脱型後のシワの発生や土木工事等側圧の高い現場における転用回数があげられる。初回打設時は精度上問題ないとする意見もあり、転用時の性能変化を検討する必要があると考えられる。
2016 年 に 、国 立 西 洋 美 術 館 が 世 界 遺 産 に 指 定 さ れ た が 、同 美 術 館 で は 、特 徴 的 な ピ ロ テ
ィ（柱）のコンクリート表面に見られるシワや木目の美しさをＨＰ等で紹介しており（ＮＨＫでも放映）美観としてのシワ、木目の評価について、一考に値すると考える。
また、土木工事等の転用回数については、関係業界の協力により、引き続きトレーサビ
リテイ調査を行っていくことが必要である。
さらに、打ちっ放しやシート貼り施工への対応については、製造コストも考慮に入れつつ平滑性を保つためのシート貼りやフィルム加工等新たな技術開発を検討することも必要であろう。
過去の成果により、地域材を使用したコンクリート型枠用合板の性能等が評価され、平成 27 年 2 月 3 日 の 閣 議 決 定 に よ り 、「 合 板 型 枠 」 が グ リ ー ン 購 入 法 の 特 定 調 達 物 品 に 追 加
指定されている。本事業により開発された地域材を利用した型枠用合板に係る各種性能試
験及び現地実証試験は、現場施工がモデルとなって、関係の建設業界、型枠業界に広く普及 さ れ マ ス コ ミ に も 取 り 上 げ ら れ た 。今 後 の 普 及 促 進 の た め 、さ ら に 使 用 実 績 を 積 み 上 げ 、
技術的向上を図る必要がある。

83− 83 −

平成  年度林野庁補助事業現場

建築工事現場
① 【大阪府内マンション建築工事現場】


構造・規模： ＲＣ  階建 １フロア５戸   使用合板： サイズ 2×6、厚さ 12mm、塗装有り、5 層（オールヒノキ）200 枚

84− 84 −

85− 85 −

大阪現場実証調査写真

ヒノキ型枠コンクリート面

２階仕上げ及び断熱材作業現場

                

ヒノキ型枠コンクリート面（５Ｆ―３）

ヒノキ型枠コンクリート面（５Ｆ―１）

86− 86 −

ヒノキ型枠コンクリート面（５Ｆ）

② 【福岡県内マンション建設工事現場】





























規 模： ＲＣ 階建 １フロアー４戸（１階駐車場）
使用合板： サイズ ×、厚さ PP、塗装有り、 層（ＦＢ、心層ヒノキ、
添え心層ベイマツ） 枚





87
− 87 −





































88
− 88 −



矢高測定器具（ダイヤルゲージ）

Ｘ(横方向)の測定

Ｙ(縦方向)の測定

89− 89 −







































３階チサンコート施工

３階 間仕切り壁

90− 90 −






























91
− 91 −

土木工事現場
③【秋田県営治山工事現場】


発注者： 秋田県農林水産部林業土木産業課
使用合板： サイズ ×、厚さ PP、塗装有り  層（ＦＢは、ロシア産シラカバ、
添え心層はスギ、心層はカラマツ） 枚

92− 92 −

93− 93 −

94− 94 −

95− 95 −

④【宮城県内防潮護岸工事現場】

．工事概要  ・工種 コンクリート防潮堤による復旧工事
      （/＝．P +＝．P 9＝P）























  ・合板使用予定量 約  枚  ・使用合板 サイズ × 厚さ PP 塗装有り         層（ＦＢ・心層はラーチ、添え心層はカラマツ）






96
− 96 −





































97
− 97 −

98− 98 −

平成  年度林野庁補助事業現場
建築工事現場
① 【千葉県流山市内マンション建設工事現場】
構 造 ・ 規 模 ：  Ｒ Ｃ   階 建  １ フ ロ ア ８ 戸    使 用 合 板 ：  サ イ ズ 2×6、 厚 さ 12mm、 塗 装 有 り 、 5 層 （ Ｆ Ｂ ， 心 層 ラ ー チ 、
添 え 心 層 カ ラ マ ツ ） 410 枚

99− 99 −

100− 100 −

南流山マンション建築現場写真

完成予想図                  左側がＢ棟

 各棟配置図（実証調査はＢ棟）               工程表        建築現場全景                   Ｂ棟正面
101

− 101 −

【１階】

建 て 込 み 状 況（ ラ ー チ・カ ラ マ ツ 複 合 、以 下 同 じ ）建て込み状況
建て込み状況（№２）

合法証明の表示

建て込み状況

スラブ（室番号③以下同じ）

スラブ（天井、以下同じ）

 
102

− 102 −

スラブ

【１３階・１４階・仕上げ・内装】

１３階スラブ１４階スラブ（ラワン型枠）

１４階（壁）

１４階（壁）

103− 103 −

内装工程（壁）１ ４ 階 コ ン ク リ ー ト 壁 面（ № １ ４ ）（ラワン型枠）内装工程（天井）

内装工程（壁）104− 104 −

内装工程（天井・壁）
１４回使用後（壁）国産材型枠７回使用後（スラブ）

１ ４ 回 使 用 後 （ 壁 ）（ ラ ワ ン 型 枠 ）105− 105 −

106

− 106 −

土木工事現場
②【国有林野内治山工事現場】
岩手県八幡平市安比川工  種： コンクリート谷止工（４型）
      / P+ P9 P
型枠面積 堤体（P）＋側壁（P） P      放水路・伸縮継目 P合計 P
使用合板： サイズ ×、厚さ PP、塗装有り  層（ＦＢは、ロシア産シラカバ、
心層・添え心層はカラマツ） 枚

107− 107 −

108
− 108 −

③【国有林野内林道災害復旧工事現場】
 岩手県岩手郡雫石町大字繁矢櫃山    

（吐口側）

工  種： コンクリート擁壁      呑口側 + P/ P9 約 P      吐口側+ P/ P9 約 P
使用合板： サイズ ×、厚さ PP、塗装有り  層（ＦＢは、ロシア産シラカバ、
心層・添え心層はカラマツ） 枚                      109− 109 −

④【国有林野内龍山治山工事現場】
山形県山形市大字神尾字大沢

工  種： №２コンクリート谷止工      + / 9 
使用合板： サイズ ×、厚さ PP、塗装有り  層（ＦＢ・心層ラーチ、添え心板は、
国産カラマツ、） 枚

110− 110 −

111
− 111 −

１回転用

112
− 112 −

⑤【高速道路工事現場】
神奈川県内

使用合板： サイズ ×、厚さ PP、塗装有り  層（ＦＢ・心層ラーチ、添え心板は、
国産カラマツ、） 枚

高速道路 型枠用合板使用現場

工事現場（地下部）

国産合板建て込み状況 

国産材活用型枠コンクリート面
113− 113 −

平成  年度林野庁補助事業現場
建築工事現場
① 【銀座市街地再開発事業に伴う施設建築物等建築工事】
工事概要
  地上 13 階／地下 6 階
軒高 約 55m 最高高さ 約 66m
建築面積 約 8,900m2   延床面積 約 148,000m2 構
造 S 造、RC 造、SRC 造
工
期 2014 年 4 月 1 日～2017 年 1 月 31 日（予定）□躯体工事関係数量
 ・型枠： 122,425m2 （３×６サイズ約 75,570 枚、1,511m3 に相当）
 ・鉄骨： 18,832ton
 ・鉄筋：
8,625ton ・CON： 88,348m3
 ・掘削： 202,800m3

 東京都内銀座市街地開発商業施設

写真１．建物全景

写真４．地下１階外周壁（国産材型枠 脱型後の写真５．地下１階の内壁建て込み：圧入式コンクリート

コンクリート表面）

打設工法（国産材型枠 ２×６サイズの縦使い、単管３本）
図１．平面図

114− 114 −

国産材型枠㻌

凡例㻌

ラワン型枠㻌

ラワン型枠㻌

㻌

ラワン型枠㻌

国産材型枠㻌
測定箇所

㻌㻌

国産材型枠㻌

国産材型枠㻌

㻌㻌

115− 115 −

116
− 116 −

建築工事現場
② 【愛知県名古屋市内マンション建築工事】


完成予想（全景）

全景（15 階で脱型中）２階コンクリート壁面（国産材型枠）（たわみ・はらみの問題なし）

ベランダ、スラブの打設中

117

国産材型枠２種類を幅はぎにして使用

２階室内スラブ（ラワン型枠）
脱型後着色がみられる− 117 −

15 階（12 回転用）の間仕切り壁（国産材型枠）

建て込み（５階）（国産材型枠 ２×６サイズのコンクリート表面。たわみ・はらみ問題なしの縦使い）

マンションの間仕切りで一般的に行われている

12 回転用した国産材型枠の表（間仕切り壁用）

仕上げ施工（14 階）

12 回転用した国産材型枠の裏（間仕切り壁用）

118− 118 −

5 回転用した国産材型枠（スラブ用）

119− 119 −

土木工事現場
③【東北森林管理局山形森林管理署「富並川治山工事」】


図１．位置図全 景

  工事概要 コンクリート谷止工㻌       Ｈ＝７．０ｍ Ｌ＝２６．０ｍ Ｖ＝約 ５７８ｍ               㻌   型枠使用量     約 ３１１ｍ㻌  工 期  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日㻌 㻌 㻌 㻌 施行地㻌 㻌 㻌 山形県村山市大字山之内字三枚平国有林１０１８林班㻌

 㻌

120
− 120 −

図２．型枠割付図（正面：下流側）

建物全景

国産型枠（Ｕ）１回使用
国産型枠（Ｕ）２回使用
国産型枠（Ｕ）３回使用
ラワン型枠１回使用
ラワン型枠２回使用

図３．型枠割付図（正面：上流側）
流側）

国産型枠（ＡＥ）１回使用
国産型枠（ＡＥ）２回使用
国産型枠（ＡＥ）３回使用
ラワン型枠１回使用
ラワン型枠２回使用

121− 121 −

施工状況 （国産材型枠Ｕ）

型枠設置の状況（転用２回目）

塗装面の状況（転用１回目）

単管パイプの配置も南洋材と変わらない

塗装面の損傷もあまりみられない

セパレータ設置状況（転用２回目）

型枠継目の状況（転用２回目）
型枠の目違いもなく施工性は良

施工状況 （国産材型枠ＡＥ）

塗装面の状況（転用１回目）

型枠設置の状況（転用２回目）
単管パイプの配置も南洋材と変わらない

塗装面の損傷もあまりみられない

122− 122 −

セパレータ設置状況（転用２回目）

型枠継目の状況（転用２回目）

型枠の据付など収まりも良い

型枠の目違いもなく施工性は良型枠剥離後のコンクリート表面の見た目

国産材型枠（Ｕ）２回目状況

国産材型枠（ＡＥ）２回目状況

ラワン型枠１回目状況

123− 123 −

ラワン型枠合板との比較

区分

国産材型枠（Ｕ）

国産材型枠（ＡＥ）

固さ

遜色なし

遜色なし

そり

ややあり

ややあり

使用可能回数

3 回以上使用可能

3 回以上使用可能

型枠剥離 後のコン クリ ・木目が残る。
ート表面の見た目・木目が残る。

その他

・多少そるが施工には問題ない・たわみが出るが問題なく使える・施工の手間は変わらない

・多少そるが施工には問題ない・たわみが出るが問題なく使える・施工の手間は変わらない

124− 124 −

土木工事現場
④【神奈川県内高速道路ジャンクション下部工事】

工 事 名

神奈川県内高速道路ジャンクション下部工事（橋台）

施工箇所（住所）神奈川県横浜市都筑区川向町６２９－１

施工期間

平成24年 3月16日

コンクリート構造物の規模（完成図・施工図等添付）

国産材型枠の規格等（合法木材の板面表示の写真
添付）

規 格

樹種単板
構成等

（Ｕ）

厚さ（mm）12mm

幅（mm） 㻥㻜㻜㼙㼙

長さ（mm）

㻝㻤㻜㻜㼙㼙

表板

ラーチ

裏板

ラーチ

芯板

ラーチ

添芯板

カラマツ

塗 装

５ プライ 板面表示の有無
塗装

国産材型枠
Ａ１橋台

工事箇所毎の型枠
設置総面積（m2又は枚数）

平成28年 3月 8日

Ａ１橋台に使用。（別添図面）

プライ数（単板積層数）

施工に用いた型枠の種類

～

有

使用枚数

ラワン型枠

（鋼材）

㻝㻜㻜
（その他）

計

100枚

背面・上流部

国産材型枠

合板型枠の平均転用回数
重さ、固さ等施工に当たっての気付
きの点
国産材型
枠の施工 型枠1枚当たりの単管本数
状況（写
真添付）
型枠を補強するための工夫を行った場合は、その内容
平面精度

２回転用

ラワン型枠

ラワン型枠に比べて遜色ない。
桟木２本
単管４本（径48.6mm）

幅方向

長さ方向

幅方向に桟木２本を使用。

目視で特に問題はない。

パネル化部分

国産材型枠により施工したコンクリート表面の仕上がりの様子（ラワン型枠との比較）

ラワン型枠に比べて遜色ない。
打設時においても特にそりや曲りの問題が見られることはなかった。

非パネル化部分

パネル化部分

ラワン型枠に比べて遜色ない。

国産材型枠の使用後の様子（ラワン型枠との比較）
非パネル化部分

総合評価・意見

ラワン型枠に比べて遜色ない。
ラワン型枠に比べて寸法の狂いがなく、頑丈で、角の損傷も少ない。
ラワン材、国産材ともに、切り使いのときのはがれが問題。
現場の職長は、昔作ったスギ等の粗悪な国産材型枠のイメージがこびりついており、
現在開発された型枠は、性能が向上して十分使えることを、積極的に普及すべき。

125− 125 −

 神奈川県内高速道路ジャンクション下部工事

図１．擁壁構造図

国産材型枠使用

国産材型枠使用

国産材型枠使用126− 126 −

完成予想図橋台（国産材型枠）

切り使いした時の割れ

ラワン型枠のシワ（国産材型枠もラワン型枠も割れるが改善を要望）

国産材型枠のコンクリート表面

国産材型枠のコンクリート表面

特に問題なし特に問題なし127− 127 −

⑤【東京都内鉄道複々線化工事】

全景（地上部）

約 1mm サイズのずれ

この下にボックスカルバートが施工されている（結果的に問題なし）

塗装の剥がれ１回目使用塗装面（シワがついている）（仕上げでは特に問題なし）（仕上げでは特に問題なし）

ボックスカルバートの天井部分（国産材型枠）128− 128 −

（参考資料１）環境物品等の調達の推進に関する基本方針（抜粋）      （平成 29 年 2 月 7 日閣議決定）
コンクリ
ート用型
枠

合板型枠

【判断の基準】
○型枠に用いる合板が次のいずれかの要件を満たすこと。
①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が以上であり、かつ、それ以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
②①以外の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材
等の残材、林地残材及び小径木以外の木材にあっては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
【配慮事項】
○間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材
及び小径木以外の木材にあっては、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

備考）１ 本項の判断の基準②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
２ 合板型枠の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、合板型枠の板面において、備考３ア．
及びイ．に示す内容が表示されていることを確認すること。
３ 合板型枠の板面には、次の内容を表示することとする。なお、当該表示内容については林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライ
ン（平成  年  月  日）」に準拠したものとする。
ア．本項の判断の基準の①又は②の手続が適切になされた原木を使用していることを示す文言又は認証マーク
イ．認定・認証番号、認定団体名等
なお、合板型枠の板面の表示は、各個ごとに板面の見やすい箇所に明瞭に表示していること。ただし、表面加工コンクリート型枠用合板であって、コンクリート型枠用として使用するために裏面にも塗装又はオーバーレイを施し、板面への表示が困難なものにあっては木口面の見やすい箇所に明瞭に表示していること。
また、合板型枠は、再使用に努めることとし、上記ア．及びイ．を板面への表示をした合板型枠であっても、再使用等で板面への表示が確認できなくなる場合について
は、公共工事の受注者が、調達を行う機関に板面への表示をした合板型枠を活用していることを示した書面を提出することをもって、板面への表示がなされているものとみなす。
４ 本項の判断の基準①および②の適用については、平成  年度までは経過措置を設けることとし、この期間においては、原則、当該判断の基準を満たす合板型枠の調達に努めることとするが、備考３の表示のない合板型枠については、当該判断の基準を適用する対象には含めないものとする。

129− 129 −

（参考資料２）

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（クリーンウッド法）
定義

・木材等：木材及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの（リサイクル品を除く。）=２条１項?

・合法伐採木材等：我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材及び当該木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの（リサイクル品を除く。） =２条２項?

国

事業者◎流通及び利用の促進に関する基本方
針の策定=３条?

主 ・木材関連事業者の判断の務 基準となるべき事項を定める=６条?。
大 ・上記事項を勘案して、指臣 導及び助言を行う=７条?。
・木材関連事業者に対する報告徴収及び立入検査を行う=条?。

◎国の責務=４条?
・必要な資金の確保
・情報の収集及び提供
・登録制度の周知・事業者及び国民の理解を深める措置 等◎適切な連携=条?
◎国際協力の推進=条?

◎事業者の責務⇒木材等を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない=５条?

木材関連事業者 …木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売（消費者に対する販売を除く。）をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業その他
木材等を利用する事業であって主務省令で定めるもの
を行う者=２条３項?

登録木材関連事業者
・合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる
木材関連事業者は、登録により「登録木材関連事業者」という名称を用いることができる=８条、条１項?。
※登録を受けた者以外が当該名称又はこれと紛らわしい
名称を用いた場合は罰則あり=条２項、条?。
申請

登録

登録実施機関=５章?
※ 施行日 ： 平成年月日

１

クリーンウッド法のねらい
法のねらい
我が国又は原産国の法令に適合して伐採された木材及びその製品の流通及び利用の促進（流通・利用する合法伐採木材等を増やすこと）

事業者は

そのために

国は

○事業者一般は合法伐採木材等の利用に努める（第５条）○木材及びその製品（省令で定義）を製造・加工・輸入・販売（消費者への販売を除く）する又は木材を使用して建築等をする事業者（木材関連事業者）は国が定める基準に沿った合法伐採木材等の確認等（ＤＤ（due diligenceデューデリジェンス）等）を行う（第６条）○上記の措置を適切かつ確実に行う者は登録を受け、「登録木材関連事業者」の名称を使用できる（第１３
条）

そのために

○諸外国の法令等に関する情報を収集・提供する（第４条）○法の意義を国民・事業者に広報する（第４条）○木材関連事業者に対し指導・助言、報告徴収・立入検査を行う（第７条、第３３条）○登録木材関連事業者の優良な取組を公表する（第４条）○諸外国・民間団体等と連携・協力する（第３１条、第３２条）
２− 130 −

法に基づき木材関連事業者が取り組む主な内容
木材関連事業者が取り組むべき措置
取り扱う木材等の合法性の確認等を行い、合法伐採木材等を利用するよう努める

合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
利
用
の
促
進

確認の対象となる木材等
グリーン購入法の対象物品をベースに対応可能な品目を加えて制度運用を開始
確認のしかた川上の木材関連事業者（輸入業者、丸太搬入業者等）【第一種木材関連事業】⇒樹種・伐採地、証明書等の情報及び国が提供する情報に基づき合法性を確認
川下の木材関連事業者（製紙業者、家具業者、流通業者、建築業者等）【第二種木材関連事業】⇒購入先が発行する合法性を証明する書類に基づき合法性を確認
登録のしかた川上の事業⇒事業全体を登録
川下の事業⇒部門・部材群・製品群ごとの登録が可能

３

対象物品【２条１項関係】
木材・
木材製品

対象物品

木材
丸太 単板 突き板
木質ペレット
チップ状又は小片状
の木材

グリーン
購入法

製材 集成材
間伐材 合板
単板積層材
型枠合板

家具
対象物品案以外の家具
家庭用の下記物品
オフィス用のいす 机 棚
収納用什器
ローパーティション
コートハンガー 傘立て
掲示板 黒板 ホワイトボード
ベッドフレーム

その他
対象物品案以外のその他
物品
サイディングボード

フローリング
木質系セメント板

２条１項
この法律において「木材等」とは、木材（一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。以下この条において同じ。）及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの（一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。）をいう。

− 131 −

４

− 132 −木材関連事業者の範囲【２条３項関係】
木材関連事業者
森
林
所
有
者

国
内
素
材
生
産
業
者
海
外
事
業
者

海
外
事
業
２条３項
者

製
材
工
場

原
木
市
場
輸
入
事
業
者

チ
ッ
プ
工
場

集成材工場
合
単
板
工
場

バイオマス発電
パルプ工場

製
品
市
場

販
売
・
流
通
事
業
者

プ
レ
カ
ッ
ト
工
場

家具工場、フローリング工場、サイディング工場など

建
設
業
者
・
工
務
店

小
売
事
業
者

消
費
者

製紙工場

･･･第一種木材関連事業※本イメージ図は木材等の複雑な流通構造の概略を示したもの※本イメージ図では木材等の輸出事業者は省略･･･第二種木材関連事業

この法律において「木材関連事業者」とは、木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売（消費者に対する販売を除く。）
をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業その他木材等を利用する事業であって主務省令で定めるものを行う者をいう。
６

登録する事業の範囲【９条１項関係】
事業単位（株式会社○○）

事業所・部門単位等例）○○事業部、○○グループ
部材群・製品群単位例）構造材、○○シリーズ

９条１項･･･第一種木材関連事業･･･第二種木材関連事業

前条の木材関連事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる事業の範囲に係る事項として主務省令で定める事項
９− 133 −

㻝 登録木材関連事業者は、木材関連事業者と何が異なるの 対して実施状況を踏まえた今後の取組方針等を報告する
㻔新㻕 か。
ことになっています。これらを通じて、登録木材関連事業者
自らが㻼㻰㻯㻭サイクルを回すことで、より一層、合法伐採木材等の流通及び利用の拡大に努めて頂くことになり、更には、一般事業者の合法伐採木材等の利用促進にも繋がると考えています。

㻞
登録実施機関は、分野別に設置されるのか。
㻔新㻕

登録実施機関は、登録実施事務の対象を明らかにすることになっており、登録実施機関の判断により、登録実施事務の範囲が限定されることがあり得ます。

㻟
登録に必要な要件は何か。
㻔新㻕「登録木材関連事業者」の登録には、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に実施することが必要です。
このため、登録申請者においては、どのような方法・体制等により合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講じるかについて申請書に記載することが必要です。この体制の整備には、分別管理や責任者の設置、合法伐採木材等の利用等に関する行動規範の設定（又は既存の行動規範の見直し）が含まれます。
また、少なくとも年１回登録実施機関に合法伐採木材等の利用を確保するための措置の実施状況について報告することが必要です。

登録実施機関が委任申請を受けることは可能です。ただし、申請を委任しているだけであって、申請者はあくまで個別事業者となります。
委任申請としては、小規模な事業者の登録を促進するため、業界団体等が委任を受けて申請することや、「木材・木㻠 連結子会社を含めたグループ企業、業界団体において、一 材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライ
㻔新㻕 括で登録できるのか。
ン」により業界団体が取り組んできたことを活用するため、そのような業界団体が委任を受けて申請すること、連結子会社を含めたグループ企業において、親会社等が委任を受けてグループ内の企業の申請を行うことを想定しているものです。
なお、詳細は、登録実施機関に確認する必要があります。

− 134 −

合法性確認の方法（川上・第一種木材関連事業）【６条１項関係】
合法伐採木材等の確認等（ＤＤ（デューデリジェンス））の実施

確認【１号】
購入先等から①品目②樹種③伐採国又は地域④重量、体積又は数量⑤購入先の名称所在地⑥伐採の合法証明書を収集

追加的措置【２号】①国が提供する情報（４条２項）②購入先との過去の取引実績等を踏まえ合法性を確認

未確
認

購入先等その他関係者からの追加情報の収集や流通経路の把握等により合法性を確認（ 取り扱いの回避 ）

追加的措置
により確認

確認

リ
ス
ク
残

合
法
性
確
認
に
至
ら
な
か
っ
た
木
材
等

合法性確認した木材等
６条１項
主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため、主務省令で、木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置に関し、木材関連事業者の判断の基準となるべき次に掲げる事項を定めるものとする。
一 木材関連事業者が取り扱う木材等が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されていることの確認に関する事項
二 前号の確認ができない場合において合法伐採木材等の利用を確保するために木材関連事業者が追加的に実施することが必要な措置に関する事項
７− 135 −

合法性確認の方法（川下・第二種木材関連事業）【６条１項関係】確認【１号】
購入先が発行する書類（６条１項３号）その他これに類する書類の
内容を確認
確認

未
確
認

【追
２加
号
】的
な措
し置

合
法
性
確
認
に
至
ら
な
か
っ
た
木
材
等

合法性確認した木材等
６条１項
主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため、主務省令で、木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置に関し、木材関連事業者の判断の基準となるべき次に掲げる事項を定めるものとする。
一 木材関連事業者が取り扱う木材等が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されていることの確認に関する事項
二 前号の確認ができない場合において合法伐採木材等の利用を確保するために木材関連事業者が追加的に実施することが必要な措置に関する事項
８− 136 −

登録までの流れ

審
査
手
数
料
の
支
払
い

登
録
木
材
事
業
者

公
表

登
録
証
の
発
行

登
録
簿
へ
の
登
録

登
録
の
可
否
を
通
知

登
録
の
可
否
の
決
定

理
事
長
へ
の
報
告

審
査
結
果
報
告
書
の
作
成

審
査
の
実
施

補
正
完
了
・
報
告

審
査受
料理
請通
求知
書書
発発
行行

受
付
台
帳
に
記
載

− 137 −

補
正
作
業

補
正
要
求

申登
請録
書免
の許
作税
成の
・
提納
出付

受
付
・
申
請
確
認

＊事
登前
録打
範ち
囲合
なわ
どせ

見
積
へ
の
同
意
書

登
録
要
望
書

登
見録
積要
書望
の書
作の
成受
付

事
業
者

登
録
機
関

（参考資料３）138− 138 −

139
− 139 −

H２９．１１（参考資料４）                      

登 録 の ご 案 内（クリーンウッド法）

公益財団法人 日本合板検査会
目次
１ 公益財団法人 日本合板検査会と登録
２ 登録の問い合せ…………………………………………………142……………………………………………………………………………142

３ 本会が行う登録実施事務の対象としている事業の範囲………………………………142

４ 本会が審査に用いる法令等 …………………………………………………………….....142
1 クリーンウッド法……………………………………………………………………….142
2 クリーンウッド法施行規則…………………………………………………………….142
3 判断基準省令…………………………………………………………………………142 ５ 登録の審査基準……………………………………………………………………………142

６ 登録の標準処理手順 ………………………………………………………………………..1431
登録の取扱いについての事前打合せ…………………………………………………1432
登録に係る手数料………………………………………………………………………1433
申請書類及び関連書類の送付…………………………………………………………143
4
追加情報…………………………………………………………………………………143
5  認定申請者が本会に提出する申請書に対する同意の確認…………………………1436
申請書類等の受付………………………………………………………………………1437
登録の取消しとなった木材関連事業者の再登録申請 ……………………………..1438
本会に提出された書類の取扱い ……………………………………………………..1439 審査の実施…………………………………………………………………………….143
10 登録の決定と通知 ……………………………………………………………………..144
11 登録簿への登録 ……………………………………………………………………….144
12 登録の公示……………………………………………………………………………….145
13 登録証の公布………………………………………………………………………….145
14 標準処理期間 ………………………………………………………………………….145
15 名称の使用等 ………………………………………………………………………….145
７ 登録実施事務を行う時間及び休日………………………………………………………….144− 140 −     

８ 登録後の取扱い ……………………………………………………………………………...146
  Ⅰ 年度報告 …………………………………………………………………………………...146
Ⅱ 登録事項の確認………………………………………………………………………….…146
Ⅲ 登録事項の変更………………………………………………………………………….…146
Ⅳ 登録の更新……………………………………………………………………………….…146
Ⅴ 登録の取消し、及び抹消……………………………………………………………….…146
９ 本会と登録木材関連事業者との関係 ……………………………………………………. 147
1
登録に当っての取決め …………………………………………………………………1472
登録木材関連事業者の公表 ……………………………………………………………147
3
クリーンウッド法に関する普及啓発 …………………………………………………147
4
苦情・異議申し立て手続 ………………………………………………………………1475
機密保持 ………………………………………………………………………………148
１０ 本会のその他の業務について ……………………………………………………………148
1
JAS認定機関 ……………………………………………………………………………1482
第三者試験・検査機関 …………………………………………………………………148

付属資料
別紙１ 登録の問い合せ先…………………………………………………………………149

別紙２ 登録までの流れ……………………………………………………………………150
別紙３ 登録範囲の要望書…………………………………………………………………151
別紙４ 登録に係る標準的手数料…………………………………………………………154141− 141 −

１ 公益財団法人日本合板検査会と登録
  公益財団法人日本合板検査会（以下「本会」という。）は、内需合板、特需合板及び輸出合板の自主検査を目的に1949年に設立された社団法人日本合板検査会を前身として、その業務を継承して1955年に設立された、非営利の団体です。
  今般、我が国又は外国における違法な森林の伐採（以下「違法伐採」という。）及び違法伐採に係る木材の流通が地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるものであることに鑑み、木材関連事業者による合法伐採木材等の利用の確保のための措置等を講ずることにより、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資することを目的とした「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(2016年5月20日公布。以下、「クリーンウッド法」という。) の2017年5月20日施行に伴い、木材関連事業者を「合法伐採木材等の利用を確保するための措置」を講ずるものとして登録実施事務を行う登録実施機関として、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の三省から認可を受けました。
２ 登録の問い合せ
本会には、別紙１のとおり日本全国に７事業所があります。 登録の問い合せを行う
場合は、別紙１(11ﾍﾟｰｼﾞ)の事業所等一覧の本部又は担当区域の事業所にお問い合せください。
３ 本会が行う登録実施事務の対象としている事業の範囲
本会の登録実施事務の対象とする事業は以下のものとなります。
(1) 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業(2) 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しくは建設をする事業(3) 木質バイオマスを用いた発電事業
本会は、クリーンウッド法令に基づき審査及び登録を行います。
４ 本会が審査に用いる法令等(1) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（クリーンウッド法）(平成28年5月20日法律第48号)(2) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(以下、「施行規則」という。)(平成29年5月1日農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)(3) 木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(以下、「判断基準省令」という。) (平成29年5月23日農林水産省、経済産業省、国土交通省令第2号)
５ 登録の審査基準
  本会は登録の審査のために「合法性の確認」を「判断基準省令」に従った提出書類（納品書、通関書類など）について、国が提供する情報等を踏まえて確認を行い、合法伐採木材等の利用の確保のための措置を適切かつ確実に行える否かの観点で審査を実施します。「合法性の確認」のための書類（納品書、通関書類など）は、次のとおりです。
(1) 種類及び原材料となっている樹木の樹種
 (2) 原材料となっている樹木が伐採された国又は地域(3) 重量、面積、体積又は数量(4) 原材料となっている樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者の氏名又は名称及び住所（樹木の所有者にあっては記載不要。）(5) 原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことを証明
する書類。

142

− 142 −

６ 登録の標準処理手順（別紙２(12ﾍﾟｰｼﾞ)に登録までの流れをまとめています。）
1 登録の取扱いについての事前打合せ
登録申請内容（登録の範囲等）について、別紙３(13～15ﾍﾟｰｼﾞ)にあります様式に必要事項を記載し本会に提出していただきます。その資料をもとに登録申請者と打合せを行います。
尚、別紙３の登録範囲の要望書の様式はご連絡いただければメールにてデータファイルをお送りいたします。あるいは、複写して直筆にて記載され管轄区域の事業所にFAXにてお送りいただいてもかまいません。
   また、記載に際しましては、別添の「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法
律（クリーンウッド法）の概要等」、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の手引」、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に係るＱ＆Ａ」又は「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 に基づく合法木材の普及に向けた家具に関するガイドライン」を参考になさって下さい。
2 登録に係る手数料
標準的な手数料は、別紙４(16ﾍﾟｰｼﾞ)のとおりですが、詳細、並びにご不明の点などにつきましては、打合せ時にお伝えします。
3 申請書類及び関連書類の送付
本会は、前項(2)に係る手数料額について登録申請者の承諾を確認した後に、登録申請書
様式、登録申請書添付書類ﾘｽﾄ、誓約書及び登録実施事務規程を送付します。
   また、申請時及び登録後に支払う経費及び方法についての関連文書を送付します。
 4  追加情報
   本会は、クリーンウッド法等の改正など必要に応じて追加の情報をお伝えします。
5

登録申請者が本会に提出する申請書に対する同意の確認
登録に関係する必要な権限を付与された登録申請者の代表は、本会の登録実施事務規程を遵守することに同意の上、誓約書に記名及び捺印をして申請していただきます。  
6 申請書類等の受付
本会は、登録実施事務の範囲内であること、内容に不備がないこと、記載事項に漏れがないこと、明らかに瑕疵がないことを確認して登録申請を受理します。また、登録申請の受理を拒否する場合は、その理由を登録申請者に通知します。
不備等がないことを確認できた場合又は不備等が補正され登録申請を受理した場合はその旨を審査計画(審査員氏名、審査の判定の見込みスケジュール等)、並びに手数料の納付に関する事項を含めて登録申請者に受理通知書をお送りします。
原則として手数料が納付されていることを確認した日を受付日とします。
また、登録申請を委任された者による申請の場合についても同様に受付けますが、代理の者による申請は受付けることができません。
※申請書類等の受付の際は、登録免許税法による木材関連事業者の登録料 15,000円の領収書、あるいは納付書の写しが必要となります。最寄りの金融機関にてお支払い出来ます。


登録の取消しとなった木材関連事業者の再登録申請
クリーンウッド法第14条第1項において登録の取消しとなった木材関連事業者又は本会以外の登録実施機関において登録の取消しとなった木材関連事業者が、登録の取消しとなった日、又は罰金以上の刑に処され、その執行を終わった日から１年以上経過し、再登録申請する場合においても(1)から(6)の手順で行います。

8  本会に提出された書類の取扱い
本会は、提出された書類及び情報を審査準備のために用い、適切な機密保護のもとで取
扱います。
9

審査の実施
143

− 143 −

1) 審査の準備
理事長は、検査所にあっては所長が「審査員名簿」の中から登録の申請に係る書類審  

査を行う者を指名し、審査を行わせます。
＊登録実施事務を行う審査員について
本会は、「登録実施事務を行う審査員等の力量の基準」に基づき、登録に関する業務の手順、判断基準、審査技能等の教育・訓練を受け、かつ、必要な技術的知識及び経験を有する力量のある者を任命しています。
   また、「登録実施事務に係る審査員等研修規定」に基づき定期的に研修を実施することとしています。

2) 審査の実施
審査員は提出された申請書類に記載された事項について判断基準を踏まえ、登録実施
事務マニュアルにしたがって書類審査を行います。
登録申請内容が、林野庁が定める「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づく「森林認証制度又はＣｏＣ認証制度を活用した証明方法」、「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法」及び「個別企業等の独自の取組による証明方法」並びに都道府県等による森林、木材等の認証制度における認証を得ている範囲と重複している場合には、審査に活用できます。
3) 審査の終了
登録申請者が、以下に該当する場合は、クリーンウッド法に規定する欠格条項等に抵触する者として、審査を終了します。
(ｱ) 申請者がクリーンウッド法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者であるとき。
(ｲ) 申請者がクリーンウッド法第１４条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者であるとき。
  (ｳ) 申請者が法人である場合において、その役員のうちに前(ｲ)のいずれかに該当する者があるとき。
(ｴ) 登録申請者から本会の規程に従わない旨の表明があった場合。
4) 審査の中止
登録申請者が正当な理由なく、登録審査に係る手数料を指定の期日までに支払わない
場合には、本会は審査を中止することができます。

5) 審査結果報告書
審査員は審査終了後、審査の結果を理事長に報告します。登録申請が適合していると確認される場合には登録を可とする意見を付して、適合していないと確認される場合には登録を否とする意見を付して、審査結果報告書を理事長に報告します。

(10) 登録の決定と通知
理事長は、審査員から登録の可否に関する意見を付した審査結果報告書を受領した場合には、登録又は登録の拒否を決定します。登録を拒否する場合は、その旨を、理由を付して登録申請者に通知します。
(11) 登録簿への登録登録を決定した登録申請については、本会の登録簿に登録します。登録簿に記載される事項は次のとおりです。
1) 木材関連事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2) 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる事業の範囲(ｱ) 第一種木材関連事業又は第二種木材関連事業の別
144− 144 −

(ｲ) 木材等の製造、加工、輸入、輸出若しくは販売をする事業、木材を使用して建築
物その他の工作物の建築若しくは建設をする事業又は木質バイオマスを変換して得られる電気を電気事業者に供給する事業の別  (ｳ) 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる部門、事務所、工場又は事
業場(ｴ) 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる木材等の種類(ｵ) (ｴ)の木材等の一年間の重量、面積、体積又は数量の見込み(ｶ) 第一種木材関連事業を行う者にあっては、当該第一種木材関連事業に係る(ｴ)の木材等の原材料となっている樹木の樹種及び当該樹木が伐採された国又は地域
3) 登録年月日及び登録番号
なお、認定通知書は、再発行しません。

(12) 登録証の交付   本会は、登録申請者に登録を行ったことを通知する際に「第○種登録木材関連事業者登録証」を交付します。登録証の有効期間は、クリーンウッド法第１２条の規定により5年ごとに登録の更新を行うため、登録の日から5年となります。
    「第○種登録木材関連事業者登録証」として記載される事項は次のとおりです。
ｱ 登録番号ｲ 事業者の所在地
ｳ 事業者の名称
  ｴ 代表者の氏名 ｵ 登録の有効期間(13) 登録の公表
登録を行ったときは、登録申請者に通知するとともに公表します。公表は、事務所における公衆の閲覧及びインターネットによる情報提供になります。公表する事項は次のとおりです。
1) 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2) 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる事業の範囲(ｱ) 第一種木材関連事業又は第二種木材関連事業の別(ｲ) 木材等の製造、加工、輸入、輸出若しくは販売をする事業、木材を使用して建築
物その他の工作物の建築若しくは建設をする事業又は木質バイオマスを変換して得られる電気を電気事業者に供給する事業の別  (ｳ) 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる部門、事務所、工場又は事
業場(ｴ) 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる木材等の種類
3) 登録年月日及び登録番号(14) 名称の使用等
  クリーンウッド法第１３条の規定により木材関連事業者の登録を受けた者（以下「登録木材関連事業者」という。）は、主務省令(施行規則第10条)で定めるところにより、登録に係る合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる事業の範囲において、登録木材関連事業者という名称を次のように用いることができます。
ｱ 第一種木材関連事業を行う者は、「第一種登録木材関連事業者」
ｲ 第二種木材関連事業を行う者は、「第二種登録木材関連事業者」
 
ただし、これらの名称を用いる場合には、登録された事業の範囲について誤解を招く恐れがないように適切な名称の使用が必要となります。登録を行っていないにもかかわらずこれらの名称を用いた場合や、登録を行っていても適切な名称の使用ができていな
い場合には、罰則や登録の取り消しの対象となります。
145− 145 −

７ 登録実施事務を行う時間及び休日
  本会の登録実施事務を行う時間及び休日は、次のとおりです。
1 業務時間：平日9時から12時及び13時から17時まで
 2 休業日： 土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末の１２月２９日から３１日まで並びに年始の１月２日及び３日

８

登録後の取扱い
Ⅰ 年度報告   登録木材関連事業者は、規程により少なくとも毎年一回、合法伐採木材等の利用を確保するための措置の実施状況について定められた「年度報告書」の書式により本会に報告を行う必要があります。(＊毎年度3月末日に取り纏めて、6月末日までに提出となります。)
本会が、年度報告書をもとに確認の必要があると認める場合には、質問その他の方法による調査に協力しなければなりません。
また、本会は主務省からの求めがあれば、実施状況について情報提供することになります。
 Ⅱ 登録事項の確認   本会は、登録申請書等に基づき、登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講じていること又は登録木材関連事業者の名称の適切な使用(名称を用いる場合における ①合法伐採木材等の利用確保措置を講ずる部
門、事務所、工場又は事業場 及び ②合法伐採木材等の利用確保措置の対象となる取り扱う木材等の種類 の記載を含む。) を遵守していることを確認の必要があると認められる場合には、理事長が指名した本会の審査員の行う質問その他の方法による調査に協力しなければなりません。
この確認は、年度報告時、5年ごとの登録更新時、あるいは情報提供のあった場合などになります。
審査員は確認の終了後、速やかに登録事項確認報告書を作成し、判断基準となるべき事項を踏まえ、登録木材関連事業者の取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用確保措置を適切かつ確実に講ずる者と認められるか否かの意見を付して理事長に提出します。
また、確認の結果、必要があると認められるときは、本会は登録木材関連事業者に必要な措置を請求することができます。  
 Ⅲ 登録事項の変更

登録木材関連事業者は、６(11) 登録簿への登録事項の変更がある場合には、変更に係るものを記載した書類を付して登録事項変更申請書を提出しなければなりません。
本会は、変更の適否を審査し、変更が適正である場合にはその変更内容に即して登録簿の記載を変更します。
登録の変更に係る手続きは、「登録事項変更申請書」をお送りし、６ 登録の標準処理
手順の(6) 申請書類等の受付、(9) 審査の実施、(10) 登録の決定と通知 及び必要に応じて(11) 登録簿への登録 から(14) 名称の使用等 までの手続きと同じです。
 Ⅳ 登録の更新

本会は、登録後5年ごとに行う登録の更新について、登録木材関連事業者が登録の継続のために、登録事項更新申請書により申請があった場合には、６ 登録の標準処理手順と同様に更新を行います。
 Ⅴ 登録の取消し、及び抹消

本会は、次のような判断をした場合には、登録の取消行うことができます。
1) 登録木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保する措置を適切かつ確実に行えていない。
2) 「登録木材関連事業者」という名称を本法の規定に反して使用した。
146− 146 −

3) 不正の手段により木材関連事業者の登録又はその更新を受けた。
ただし、登録の取消を行おうとするときは、その1週間前までに登録木材関連事業者にその旨を通知し、弁明の機会を設けます。
また、登録木材関連事業者の登録を取り消したとき、あるいは登録木材関連事業者の申請に基づいて登録を取り消し、抹消したときには、その旨を公表します。

９ 本会と登録木材関連事業者との関係
  1 登録に当っての取決め   本会は、クリーンウッド法の適正な実施及び運用に関して、本会が確認できるようにするため、登録する際には、以下の事項を登録申請者に求めます。
 1) 合法伐採木材等の利用を確保するための措置の実施状況について毎年指定した期日までに定められた「年度報告書」の書式により本会に報告すること。
2) 登録木材関連事業者としての更新（5年ごと）に適切に対応すること。
3) 登録の変更、休廃止等を行うときには、遅滞なく本会に届け出ること。
4) 登録期間において、主務大臣が必要に応じて行う検査等及び本会が必要に応じて行う質問その他による確認等に誠実に対応すること。
5) クリーンウッド法第１１条第1項各号の欠格事項に該当することになった場合又は登録事項が判断基準等を満たさなくなった場合には登録の取消し及び抹消措置を受けるとともにその事実が公示されることを承知すること。
6) 登録木材関連事業者である旨の表示又は広告を行うときは、登録がクリーンウッド
法の法令に適合していること示す目的以外の目的で行ってはならないこと。
7) 登録木材関連事業者である旨の表示又は広告を行うときは、本会の登録審査の内容
その他の登録実施事務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
8) 本会が、6)又は7)の条件に違反すると認めて表示又は広告の方法の改善又は中止を求めたときは、これに応じること
9) 他者に登録木材関連事業者である旨の情報の提供を行うに当たっては、本会の登録審査の内容その他の登録実施事務の内容について誤認させるおそれのないようにすること
10) 登録木材関連事業者登録証の写しを他者に提供する場合は、複製である旨明記（複製、コピー、写し等）し、複製すること。
11) 登録等に関して知り得た秘密を保持すること。
12) 合法伐採木材等の利用を確保するための措置等を適切に実施しなかったことに起因する賠償等が提起された場合には、登録木材関連事業者（登録申請者）がその責を負うこと。
13) クリーンウッド法等の改正又は本会の登録実施事務規程の改正が行われた場合には、本会の指示に従うこと。

2 登録木材関連事業者の公表    本会は、クリーンウッド法の規定により、以下の事項を遅滞なく公示しなければなりません。公示は、事務所における公衆の閲覧及びインターネットによる情報提供になります。
1) 登録木材関連事業者の登録
2) 登録の取消し、及び抹消
3 クリーンウッド法に関する普及啓発  本会は、クリーンウッド法の普及啓発を図るために、クリーンウッド法に関する問い合せ及び本会の業務内容についてのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成配布等を行います。また、関係団体に、クリーンウッド法に関する情報提供を行います。
4  苦情、異議申し立て手続き

本会は、登録の決定に至るまでの本会の審査に対して、登録申請者が本会に苦情又は異議を申し立てることができることを伝えます。
本会は、苦情、異議の申し立てがあった場合には本会の「登録実施事務に係る苦情及び147− 147 −

異議申立て処理要領」に従って対応します。
5  機密保持  本会の役職員及び外部の機関又は個人を含む全ての者は登録申請書類、審査又は比較試験に関連して、登録申請者から提出された全ての情報をクリーンウッド法及びその他の法律で求められる場合を除き、外部に対し機密保持を原則とします。
 なおこの場合、9 2 により公表する内容または登録木材関連事業者の書面での合意があった内容に限り公表できることとします。
１０ 本会のその他の業務について
1 JAS認定機関
  
本会は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品、手続及びサービスの認証を行う機関に関する基準 (ISO/IEC 17065) に適合する者として農林水産省より認可を受けたJAS制度における登録認定機関として、合板、集成材、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、単板積層材、構造用ﾊﾟﾈﾙ、枠組壁工法構造用たて継ぎ材及び直交集成板の製造業者等のJAS認定を行っています。
2 第三者試験・検査機関
ｱ 受託試験機関  
本会は、JASの認定の技術的基準に定められた、品質管理のための検定証明を定期的に行う第三者機関です。
また、一般からの依頼を受けて各種試験を行っています。
ｲ 格付のための試料の検査機関
  
本会は、認定の技術的基準に定められた、JAS格付のための試料の検査を適正に行いうる機械器具及び人員を有する機関です。
※ 尚、JAS認定と木材関連事業者の登録は別のお取扱いになります。

148− 148 −

別紙 １ 事業所等一覧
木材関連事業者の登録についての問い合わせ先
登録実施事務を行う事業所の所在地
事業所名
本部

北海道検査所

東北検査所

東京検査所

所在地及び電話番号等〒105-0003
東京都港区西新橋三丁目13番3号  
ユニゾ西新橋三丁目ビル
TEL 03-5776-2680
FAX 03-3438-1360
E-mail: info@jpic-ew.or.jp〒003-0013
北海道札幌市白石区中央三条三丁目6番25号
TEL 011-833-0808
FAX 011-833-3222
E-mail: jpic-hkd@jpic-ew.or.jp〒020-0122
岩手県盛岡市みたけ一丁目５番４9号
TEL 019-647-1660
FAX 019-647-1662
E-mail: jpic-thk@jpic-ew.or.jp〒340-0023
埼玉県草加市谷塚二丁目11番33号
TEL 048-928-3331
FAX 048-928-3333
E-mail: jpic-tky@jpic-ew.or.jp

名古屋検査所〒453-0855
愛知県名古屋市中村区烏森町六丁目117番地
TEL 052-483-2225
FAX 052-483-2227
E-mail: jpic-ngy@jpic-ew.or.jp

大阪検査所〒559-0026
大阪府大阪市住之江区 平林北二丁目2番8号
TEL 06-6685-0255
FAX 06-6685-5134
E-mail: jpic-osk@jpic-ew.or.jp〒690-0825
島根県松江市学園一丁目9番地 8号
TEL 0852-25-5755
FAX 0852-25-5756
E-mail: jpic-cgk@jpic-ew.or.jp〒801-0841
福岡県北九州市門司区西海岸三丁目１番３８号
TEL 093-321-3434
FAX 093-321-3435
E-mail: jpic-kys@jpic-ew.or.jp

中国検査所

九州検査所

149

− 149 −

担 当 区 域
全国

北海道

青森県､岩手県､宮城県､秋田県､山形県

東京都､神奈川県、埼玉県､群馬県､栃木県、千葉県、茨城、福島県､山梨県、新潟県､ 長野県の一部
名古屋検査所の担当区域を除く。）
静岡県､愛知県､岐阜県､三重県､富山県､ 石川県
長野県の一部（茅野市､諏訪市､岡谷市､伊那市
駒ヶ根市､飯田市､上伊那郡､
下伊那郡､松本市､塩尻市､大町市､木曽郡､南安曇郡､
北安曇郡､東筑摩郡）
大阪府､京都府､滋賀県､福井県､奈良県､ 和歌山県､兵庫県､香川県､徳島県､愛媛県､高知県､
島根県､鳥取県､広島県､岡山県､山口県の一 部 光市､柳井市､岩国市、玖珂郡、熊毛郡、 大島郡）
福岡県､佐賀県､長崎県､
大分県､熊本県､宮崎県､鹿児島県､沖縄県､山口県の一部 中国検査所の担当区域を除く｡）

別紙 ２

登録までの流れ
木材関連事業者


登録実施機関登 録 範 囲 要 望 書 の提 出 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 見積書の作成 㻌 㻌
見積書に対する同意書の提出 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻌㻌㻌

事前打ち合わせ※登録範囲等・要望書の作成も㻌
事前打ち合わせ㻌に含む 

登録免許税の支払い㻌 㼇登 録 免 許 税 の領 収 書 、あるいは納 付 書 の写 しが必 要 㼉 㻌・国への支払い㻌㻌・法第１１条欠格㻌
申請書の作成・提出 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 受付・申請書類確認 㻌
事項の確認
㻌・補正が出来ない場合等 㻌
補㻌 正㻌 作㻌 業 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 補㻌 正㻌 要㻌 求 㻌
は、不受理通知書発行㻌㻌㻌
補正完了・報告 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 受付台帳に記載 㻌㻌㻌・期日までに手数料納付 㻌
受理通知書発行 㻌がされない場合は、審査 㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 審査料請求書の発行 㻌
中止し台帳から削除 㻌
審査手数料の納付 㻌・登録した審査員が実施 㻌㻌・判定基準を踏まえて㻌
審㻌 査㻌 実㻌 施 㻌㻌 適切・確実に行えるか㻌
㻌㻌 どうか審査㻌㻌
審査結果報告書の作成 㻌・法令等で規定する㻌
㻌
事項を全て特定して㻌理事長への報告 㻌作成㻌
㻌
理事長が登録の可否を決定 㻌㻌・拒否する場合は㻌
登録の可否を通知 㻌㻌 その旨を通知㻌
㻌
登録簿への登録 㻌・登録事務員が実施㻌
㻌
登録木材関連事業者 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 登㻌 録㻌 証㻌 の㻌 発㻌 行 㻌㻌・インターネット等を利用㻌公㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 表 㻌
して公表㻌

㻌
150

− 150 −

別紙 ３
JPIC-RCW01㻌

※事前打合せのための要望書です。登録申請書ではありません。㻌

登録範囲の要望書㻌
㻌 㻌 年㻌 㻌 㻌 㻌 月㻌 㻌 㻌 㻌 日㻌
公益財団法人日本合板検査会理事長㻌 殿㻌㻌申㻌 㻌 請㻌 㻌 者㻌 㻌 名

社名：
代表者名：㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 印

住㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 所
㻌

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（クリーンウッド法）(平成 28 年 5 月
20 日法律第 48 号)に基づき木材関連事業者についての登録を受けるにあたって、下記の通り要望
いたします。㻌
記㻌
㻝㻚 第一種木材関連事業又は㻌
① 第一種木材関連事業㻌
第二種木材関連事業の別②㻌 第二種木材関連事業㻌
＊該当する区分に○印。両方に該当する場合は両方に○を付す。

㻌 林野庁の定める「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づく
証明方法並びに都道府県等による認証制度の認証の取得の有無。 ＊右覧の該当する区分に○印。

有㻌 ・㻌 無(定義) <参考>① 第一種木材関連事業
・樹木の所有者から樹木を材料とする丸太を譲り受けた者が丸太の加工、輸出又は販売（消費者に対する販売を除く。以下同じ。）をする事業（第三者に委託して加工、輸出又は販売をする事業を含む。）
・樹木の所有者が樹木を材料とする丸太の加工又は輸出をする事業（第三者に委託して加工又は輸出をする事業を含む。）
・樹木の所有者から樹木を材料とする丸太の販売の委託を受けた者（その者から丸太の販売の再委託を受けた者を含む。）が丸太を木材取引のために開設される市場において販売をする事業
・木材等の輸入をする事業② 第二種木材関連事業
・第一種木材関連事業以外のもの。
「木材等」とは：木材及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの（一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。）をいう。
「木材」とは：「丸太」、「ひき板及び角材」、「単板及び突き板」、「合板、単板積層材及び集成材、CLT」及び「木質ペレット、チップ状又は小片状の木材」※薪、木炭、竹、OSB、コルク、繊維板、パーティクルボード、輸送用木箱、木製パレットは木材等に該当しません。
※「家具、紙等の物品」については、少しでも木材又は木材パルプを使用しているものが対象となりますが、「椅子、机、棚、収納用じゅう器、ローパーテーション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード及びベッドフレーム」については「部材に主として木材を使用したもの」と規定しており、原則として、部材の総重量に占める木材の重量の割合が 50％以上であるものが対象となります。「部材」とは、机であれば、天板や脚などの家具を構成する部材を指しており、ダボなどの部品は含まれません（なお、家具の解釈等に関する詳細については別途公表するガイドラインを御確認ください。）。
※フローリングについては、「基材に木材を使用したもの」が対象となります。「基材」とは、フローリングを構成する材料のうち、フローリングの表面に美観を表すことを主たる目的として施された加工層及び表面加工の保護を目的として積層された材料並びに裏面に防湿及び不陸緩和を目的として積層した材料以外のものを指します。

㻞㻚 㻌 製 造 、 加 工 、 輸 入 、 販 売 、 輸 ① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
出、建築又はバイオマス発電の ②㻌 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しくは建設をする事業
事業の別③ 木質バイオマスを用いた発電事業＊該当する区分に○印。複数該当する場合は複数に○を付す。

151− 151 −

㻟㻚㻌 合法伐採木材等の利用を確保 ① 第一種木材関連事業の場合㻌
するための措置を講ずる部門、 㻌 ア㻌 部門、事務所、工場又は事業場の名称㻌
事務所、工場又は事業場
㻌 イ㻌 所在地㻌㻌 ウ㻌 事業内容㻌
＊複数ある場合は、ア～ウを列挙すること。
＊必要に応じ別表 1 により整理すること。

② 第二種木材関連事業の場合㻌㻌 ア㻌 部門、事務所、工場又は事業場の名称㻌 㻛㻌 プロジェクト名称㻌㻌 イ㻌 所在地㻌㻌 ウ㻌 事業内容㻌
＊複数ある場合は、ア～ウを列挙すること。
＊必要に応じ別表 1 により整理すること。
＊プロジェクト単位での申請は別表 2 に記載。ただし、建築又は建設をする事業に限る。
① 第一種木材関連事業の場合㻔取り扱う木材等の種類全てを記載する。㻕㻌

㻠㻚㻌 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる木材 㻌
㻌
等の種類
㻌

＊省令や基本方針で定められた種類に基づいて記載すること。(1.の(定義) <参考>を参照)＊必要に応じ別表 1 により整理すること。

②㻌 第二種木材関連事業の場合㻔取り扱う木材等のうち登録対象の木材等を記載する。㻕㻌
㻌＊省令や基本方針で定められた種類に基づいて記載すること。(1.の(定義) <参考>を参照)＊必要に応じ別表 1 により整理すること。

㻡㻚㻌 合法伐採木材等の利用を確保 㻌するための措置を講ずる木材等の 㻝 年間の重量、体積、面積＊必要に応じ 4.の区分等により別表 1 で整理すること。
又は数量の見込み㻌
＊直近 1 年間に取り扱う見込みを記載。
㻢㻚㻌 登録の対象とする木材等の原 ① 樹種(取扱いが想定される樹種名を列記)：㻌
材料となっている樹木の樹種及
㻌
び伐採された国又は地域㻌
② 㻌 伐採された国又は地域㻔樹木の伐採された国又は地域㻕：㻌
㻔＊第一種木材関連事業のみ㻕㻌㻌㻌
＊必要に応じ4.の種類等により主要な樹種、伐採された国名又は地域を別表1で整理すること。

㻣㻚㻌 登録申請を担当する者の氏名及び連絡先㻌
㻌㻌＊委任申請は可。代理申請は不可。

㻤㻚㻌 請求書の宛先

【連絡先】
会社名
所属
担当者名
所在地
電話／FAX 番号ｅ－mail【手数料請求先】
会社名
担当者名
所在地
電話／FAX 番号ｅ－mail㻌152− 152 −

別表 㻝㻌 㻌 部門、事務所、工場又は事業場（プロジェクト単位を除く）の場合㻌
㻢㻚㻌
㻟㻚㻌

㻠㻚㻌

㻡㻚㻌

㻔第一種木材関連事業は必須。㻕㻌

部門、事務所、工場
又は事業場㻌

所在地㻌

事業内容㻌

木材等の種類㻌
大分類㻌

小分類㻌

木材等の㻌

樹種㻌

伐採さ

㻝 年間の重れた国

量、体積、面

又は地

積又は数量

域㻌

の見込み㻌
㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

※必要に応じて行を追加してください。㻌 ページ枚数は増えてもかまいません。㻌 ｴｸｾﾙﾌｧｲﾙ形式等変更可とします。㻌
㻌※記載についての留意点等㻌

・部門、事務所、工場又は事業場：複数ある場合は列挙してください。㻌
・所㻌 在㻌 地㻌 ：㻌 番地㻔事務所等はビル名㻕までとし、電話番号も記載してください。㻌
・事㻌 業㻌 内㻌 容㻌 ：㻌 具体的な事業内容㻔製材、合板、集成材等の製造・販売等㻕が分かるように記載してください。㻌
・木材等の種類㻌 ：㻌 第一種木材関連事業は取扱う木材等の種類全てを、第二種木材関連事業は登録の対象とする㻌
木材等を記載してください。㻌
大分類；㻔㻝㻕木材、㻔㻞㻕家具、㻔㻟㻕ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙、㻔㻠㻕木質建材、㻔㻡㻕中間製品㻌 の別に記載してください。㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 小分類；大分類に応じて次の小分類の別に記載してください。㻌
㻔㻝㻕木材㻌 㼇①丸太、②㻙㻝 ひき板、②㻙㻞 角材、③㻙㻝 単板、③㻙㻞 突き板、㻌
④㻙㻝 合板、④㻙㻞 単板積層材、④㻙㻟 集成材、④㻙㻠 直交集成板、㻌
⑤㻙㻝 木質ﾍﾟﾚｯﾄ、⑤㻙㻞 ﾁｯﾌﾟ、⑤㻙㻟 小片㼉㻌
㻔㻞㻕家具㻌 㼇①椅子、②机、③棚、④収納用じゅう器、⑤ﾛｰﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、⑥ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ、㻌
⑦傘立て、⑧掲示板、⑨黒板、⑩ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、⑪ﾍﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ㼉㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻔㻟㻕㻌 ﾊﾟﾙﾌﾟは、木材パルプ㻌 と記載してください。㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 紙㻌 㼇①ｺﾋﾟｰ用紙、②ﾌｫｰﾑ用紙、③ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ用塗工用紙、㻌④塗工されていない印刷用紙、⑤塗工されている印刷用紙、⑥ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ、㻌
⑦ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ㼉㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻔㻠㻕木質建材㻌 㼇①ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、②木質系ｾﾒﾝﾄ板、③ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ㼉㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻔㻡㻕中間製品は、「中間製品」と記載してください。㻌
㻌 㻌 ・木材等の 㻝 年間の重量、体積、面積又は数量の見込み㻌 ：㻌 小分類ごとに直近 㻝 年間に取扱う見込みを記載してく㻌ださい。できるだけ㻌 ㎥㻌 単位で記載してください。㻌
㻌 㻌 ・樹㻌 種㻌 ：㻌 取扱いが想定される樹種名を列記してください。樹種名は一般的に使用されている樹種名を、輸入材は㻌
ｲﾝﾎﾞｲｽ等に記載されている樹種名にしてください。木質ﾍﾟﾚｯﾄ、ﾁｯﾌﾟ等の多くの樹種が混在する場合に㻌
は主な樹種を記載してください。㻌
㻌 㻌 ・伐採された国又は地域㻌 ：㻌 樹木の伐採された国又は地域名を記載してください。㻌
㻌別表 㻞㻌 プロジェクト単位の場合㻌
プロジェクト名称㻌
㻌
プロジェクト実施場所㻌
㻌
構造㻌
㻌
用途㻌
規模（建築面積・延べ床面積・階数等）㻌
着工日と竣工日㻌

㻌
㻌

㻌
木材：㻌
対象とする部材群・製品群㻌
物品：㻌
※建築又は建設をする事業に限る。㻌
November 2017153

− 153 −

別紙 ４
登録に係る標準的手数料
１ 登録手数料（登録事項確認手数料・登録証発行手数料を含む）
ｱ 第一種木材関連事業の場合
  
事業所等の数が９以下 32,000円。
ｲ 第二種木材関連事業の場合
  
事業所等の数が９以下 30,000円。
ｳ 第一種木材関連事業及び第二種木材関連事業の場合
  
事業所等の数が９以下 48,000円。
注）・上記以外の事業所等の数により手数料が若干変わります。（以下同様です。）
・登録申請者から委託された者による登録申請も同額です。（以下同様です。）

２ 登録後に係る手数料（１）登録事項変更手数料
 1）事業の別の変更（追加）の場合
ｱ 第一種木材関連事業の場合
  
事業所等の数が９以下 29,000円。
ｲ 第二種木材関連事業の場合
  
事業所等の数が９以下 27,000円。
ｳ 第一種木材関連事業及び第二種木材関連事業の場合
  
事業所等の数が９以下 43,000円。
 2）部門等、もしくは木材等の種類のみの変更（追加）の場合
ｱ 第一種木材関連事業の場合
  
事業所等の数が９以下 22,000円。
ｲ 第二種木材関連事業の場合
  
事業所等の数が９以下 21,000円。
ｳ 第一種木材関連事業及び第二種木材関連事業の場合
  
変更（追加）する事業及び事業所等の規模に応じて、第一種木材関連事業
又は第二種木材関連事業の手数料を適用します。
（２）更新手数料（登録更新手数料を含まない。）
全事業種 事業所数にかかわらず 11,000円（３）年会費
全事業種

事業所数にかかわらず

10,000円

 ※ その他の登録事項に係る変更（追加）等の手数料につきましては、年会費に含まれる事項もありますが、その都度お問合せください。
 ※登録免許税法による、木材関連事業者の登録料 15,000円（更新料無料）の国へのお支払いは、最寄りの金融機関にて、申請者におかれまして納付してください。
  （登録申請の際は、登録免許税の領収書、あるいは納付書の写しの添付が必要になります。）
３ お支払いについて
・消費税は、別途申し受けます。
・登録手数料は前納とし、これ以外の手数料については、その都度納付となります。
・手数料の納付は、現金又は本会指定の銀行へ振り込んでください。
154− 154 −

（参考資料５）

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に係る 4＆$
（林野庁ＨＰクリーンウッド・ナビより抜粋）
平成  年  月  日作成平成  年  月  日追加
番号

問い

答え

（１）木材等について
３

合板型枠（合板と桟木を組み合わせたも該当しません。ただし、合板型枠の材料となる型枠用の）は、本法の対象とする木材等に該当

合板及び桟木は、「木材」に該当します。

するのか。
２

さねはぎ加工、溝付けその他これらに類パブリックコメントの回答において、「さねはぎ加工、する加工をいずれかの縁、端又は面に沿溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端って連続的に施したものは「木材」に含又は面に沿って連続的に施したものは木材に含まれまれるのか。

ない」旨の回答をしているところですが、これは、すでに施行規則において「家具、紙等の物品」として規定している「フローリング」が「木材」に含まれないことを示しているものであり、プレカット材（※）などは、「さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端又は面に沿って連続的に施したもの」であっても「木材」に含まれます。
※プレカット材：軸組工法等による木造建築物の構造
材（柱、土台、梁等）、羽柄材（板、垂木、敷居、鴨居等）の仕口、継手、ほぞ等、従来は大工が手で行っていた加工を機械で行ったもの

（５）第一種木材関連事業における合法性の確認
２

持続可能性についてはどのように取り国が提供する森林の持続可能な利用に関する法令等組むのか。

の情報を踏まえて合法性の確認を行うこととなります。なお、我が国の森林計画制度に基づき適切に伐採された木材については、森林の保続培養を目的とした森林法（昭和  年法律第  号）を遵守したものということができます。

（９）木材等を譲り渡すときに必要な措置
２

「本法の登録等」のうち「その他合法伐

森林認証、&R& 認証、森林・林業・木材産業関係団体

採木材等の流通及び利用の促進に資すの認定、あるいは、都道府県等による森林、木材等のる制度に基づく登録、認証又は認定」に認証で伐採の合法性確認等を行うものなどがありまは、どのようなものがあるのか。

す。



− 155 −

（１）木材関連事業者の登録
登録を行う際に部門や事業所等を限定

第一種木材関連事業者については、第一種木材関連事（新） できるのか。また、建築又は建設をする

業を行う部門、事業所、工場又は事業場の全てを対象事業の場合、工事現場単位での登録は可として登録することが必要です。ただし、第二種木材能か。

関連事業者については、部門、事業所、工場又は事業５

場ごとに登録することが可能です。
また、第二種木材関連事業者のうち建築・建設事業を行う事業者においては、工事現場単位の登録を可能としています。工事が終了した場合には、登録の取消しを行う必要があります。（新） 登録木材関連事業者は合法伐採木材等
しか取り扱えないのか。

登録木材関連事業者であっても、合法伐採木材等以外の木材等を取り扱うことは可能です。ただし、合法性の確認ができた木材等と合法性の確認ができなかった木材等とは分別管理して、流通させる必要があります。

第一種木材関連事業を行っている部門

第一種木材関連事業を行っている部門から木材等を（新） から木材等を受け取って第二種木材関受け取って第二種木材関連事業を行う部門がある場

連事業を行う部門がある場合、どのよう合には、合法性の確認は、第一種木材関連事業を行っに合法性の確認等の措置を行えばよいている部門において、第一種木材関連事業者として行のか。

い、他の事業者への譲渡しの措置は、第二種木材関連

また、第一種木材関連事業又は第二種木事業を行う部門において第二種木材関連事業者とし材関連事業のいずれかのみを登録したて行うことになります。このため、部門間で合法性のい場合、どのように申請を行えばよいの

確認の情報の伝達をしておく必要があります。

か。

また、この場合に、例えば第一種木材関連事業のみを加えて、第一種木材関連事業及び第二種登録するにあたっては、第一種木材関連事業者として

木材関連事業の両方を登録する場合、一の措置（合法性の確認や部門間の情報伝達等）が適切

つの申請書で申請することは可能か。

かつ確実に実施されることが要件となり、第二種木材

７

関連事業として行う措置については要件となりません。
第一種木材関連事業及び第二種木材関連事業の両方を登録する場合は、１つの申請書で申請できます。なお、詳細は、登録実施機関に確認する必要があります。




− 156 −

（参考資料６）

再生可能エネルギー㻌 固定価格買取制度の買取価格・期間等㻌
間伐材等由来の木質バイオマス

メタン発酵ガス

一般木質バイオマス

一般廃棄物

2,000Kw未満

2,000Kw以上（バイオマス由来）

・農作物残さその他のバイオマス

調達価格

４０円＋税

３２円＋税

３９円＋税

２４円＋税

１７円＋税

１３円＋税

調達期間

２０年

２０年

２０年

２０年

２０年

２０年

バイオマス

建築資材廃棄物◎平成29年度から、一般木質バイオマスの規模が2万KW以上については、２１円＋税に引き下げた。
バイオマスの例【間伐材等由来の木質バイオマス】間伐材、主伐材【一般木質バイオマス・農作物残さ】製材端材、輸入材、合法証明材であることを板面表示したコンクリート型枠用合板
バーム椰子殻（ＰＫＳ）、もみ殻、稲わら【建築資材廃棄物】建設資材廃棄物、その他木材

この冊子は、平成 22～28 年度林野庁補助事業等の成果を基に作成しました。

157− 157 −

（参考資料６）

再生可能エネルギー㻌 固定価格買取制度の買取価格・期間等㻌
間伐材等由来の木質バイオマス

メタン発酵ガス

一般木質バイオマス

一般廃棄物

2,000Kw未満

2,000Kw以上（バイオマス由来）

・農作物残さその他のバイオマス

調達価格

４０円＋税

３２円＋税

３９円＋税

２４円＋税

１７円＋税

１３円＋税

調達期間

２０年

２０年

２０年

２０年

２０年

２０年

バイオマス

建築資材廃棄物◎平成29年度から、一般木質バイオマスの規模が2万KW以上については、２１円＋税に引き下げた。
バイオマスの例【間伐材等由来の木質バイオマス】間伐材、主伐材【一般木質バイオマス・農作物残さ】製材端材、輸入材、合法証明材であることを板面表示したコンクリート型枠用合板
バーム椰子殻（ＰＫＳ）、もみ殻、稲わら【建築資材廃棄物】建設資材廃棄物、その他木材

この冊子は、平成 22～28 年度林野庁補助事業等の成果を基に作成しました。

157− 158 −